CELEX: 32011R1007
Language: de
Date: 2011-09-27 00:00:00
Title: Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2011 über die Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 73/44/EWG des Rates und der Richtlinien 96/73/EG und 2008/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Text von Bedeutung für den EWR

18.10.2011   
            
            
               DE
            
            
               Amtsblatt der Europäischen Union
            
            
               L 272/1
            
         VERORDNUNG (EU) Nr. 1007/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
   vom 27. September 2011
   über die Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 73/44/EWG des Rates und der Richtlinien 96/73/EG und 2008/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
   (Text von Bedeutung für den EWR)
   DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
   gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,
   auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
   nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),
   gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),
   in Erwägung nachstehender Gründe:
   
               (1)
            
            
               Die Richtlinie 73/44/EWG des Rates vom 26. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die quantitative Analyse von ternären Textilfasergemischen (3), die Richtlinie 96/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen (4) und die Richtlinie 2008/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 zur Bezeichnung von Textilerzeugnissen (Neufassung) (5) wurden bereits mehrfach geändert. Da weitere Änderungen notwendig sind, sollten diese Rechtsakte aus Gründen der Klarheit ersetzt und in einem einzigen Rechtsakt zusammengefasst werden.
            
         
               (2)
            
            
               Die Rechtsakte der Union über Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen sind inhaltlich höchst technisch und enthalten detaillierte Bestimmungen, die einer regelmäßigen Aktualisierung bedürfen. Damit die Mitgliedstaaten die technischen Änderungen nicht in nationales Recht umzusetzen brauchen und so der Verwaltungsaufwand für die nationalen Behörden verringert wird, und damit neue Bezeichnungen von Textilfasern rascher angenommen und gleichzeitig in der gesamten Union verwandt werden können, scheint eine Verordnung der zweckmäßigste Rechtsakt zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften zu sein.
            
         
               (3)
            
            
               Um Hindernisse für das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu beseitigen, die sich aus abweichenden Vorschriften der Mitgliedstaaten für die Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen ergeben können, ist es erforderlich, die Bezeichnungen von Textilfasern und die Angaben auf Etiketten, Kennzeichnungen und Unterlagen, die Textilerzeugnisse auf verschiedenen Herstellungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen begleiten, zu vereinheitlichen.
            
         
               (4)
            
            
               Die in dieser Verordnung festgelegten Etikettierungs- und Kennzeichnungsvorschriften sollten nicht in Fällen gelten, in denen Textilerzeugnisse ohne Übereignung an Heimarbeiter oder selbständige Unternehmen zur Weiterverarbeitung übergeben werden oder in denen maßgeschneiderte Textilerzeugnisse von selbständigen Schneidern hergestellt werden. Allerdings sollten sich diese Ausnahmen auf Geschäftsvorgänge zwischen diesen Heimarbeitern oder selbständigen Unternehmen und denjenigen Personen, von denen sie Arbeitsaufträge erhalten, sowie zwischen selbständigen Schneidern und Verbrauchern beschränken.
            
         
               (5)
            
            
               Mit dieser Verordnung werden harmonisierte Vorschriften hinsichtlich bestimmter Aspekte der Etikettierung und Kennzeichnung von Textilerzeugnissen, insbesondere Bezeichnungen von Textilfasern, festgelegt. Andere Formen der Etikettierung und Kennzeichnung können bestehen, sofern sie nicht denselben Geltungsbereich wie diese Verordnung abdecken und sofern sie mit den Verträgen vereinbar sind.
            
         
               (6)
            
            
               Es ist angezeigt, Vorschriften festzulegen, nach denen die Hersteller beantragen können, dass eine neue Bezeichnung von Textilfasern in die Anhänge dieser Verordnung aufgenommen wird.
            
         
               (7)
            
            
               Es sollten auch bestimmte Erzeugnisse einbezogen werden, die nicht ausschließlich aus Textilien bestehen, deren textiler Anteil jedoch wesentlicher Bestandteil des Erzeugnisses ist oder durch besondere Angaben des jeweiligen Wirtschaftsakteurs hervorgehoben wird.
            
         
               (8)
            
            
               Es ist angemessen, Vorschriften in Bezug auf die Etikettierung oder Kennzeichnung von bestimmten Textilerzeugnissen festzulegen, die nichttextile Teile tierischen Ursprungs enthalten. In dieser Verordnung sollte die Anforderung der Angabe des Vorhandenseins von nichttextilen Teilen tierischen Ursprungs bei der Etikettierung oder Kennzeichnung von Textilerzeugnissen, die solche Teile enthalten, festgelegt werden, damit die Verbraucher gut informiert ihre Wahl treffen können. Die Etikettierung oder Kennzeichnung sollte nicht irreführend sein.
            
         
               (9)
            
            
               Die Toleranz bei „Fremdfasern“, die nicht auf Etiketten und Kennzeichnungen anzugeben sind, sollte sowohl für Reinerzeugnisse als auch für Mischerzeugnisse gelten.
            
         
               (10)
            
            
               Die Etikettierung oder die Kennzeichnung der Faserzusammensetzung sollte zwingend sein, damit für alle Verbraucher in der Union gewährleistet ist, dass sie korrekte und einheitliche Informationen erhalten. Diese Verordnung sollte die Wirtschaftsakteure jedoch nicht hindern, zusätzlich das Vorhandensein geringfügiger Anteile an Fasern anzugeben, auf die besonders zu achten ist, damit die ursprüngliche Qualität des Textilerzeugnisses erhalten bleibt. Bei Textilerzeugnissen, deren Faserzusammensetzung zum Zeitpunkt der Herstellung technisch schwierig zu bestimmen ist, sollten lediglich die zum Zeitpunkt der Herstellung bekannten Fasern auf dem Etikett oder der Kennzeichnung angegeben werden müssen, sofern sie einen bestimmten prozentualen Anteil des Enderzeugnisses ausmachen.
            
         
               (11)
            
            
               Um in der Praxis Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu vermeiden, ist es erforderlich, die genaue Art und Weise der Etikettierung und Kennzeichnung bestimmter Textilerzeugnisse festzulegen, die aus zwei oder mehreren Bestandteilen bestehen, und auch die Bestandteile von Textilerzeugnissen zu bestimmen, die bei der Etikettierung, Kennzeichnung und Analyse nicht berücksichtigt werden müssen.
            
         
               (12)
            
            
               Textilerzeugnisse, die nur mit einer globalen Etikettierung versehen zu werden brauchen, und Textilien, die als Meter- oder Schnittware verkauft werden, sollten so auf dem Markt bereitgestellt werden, dass der Verbraucher von den Angaben auf der Gesamtverpackung oder auf der Rolle tatsächlich Kenntnis nehmen kann.
            
         
               (13)
            
            
               Für den Gebrauch von Bezeichnungen von Textilfasern und Beschreibungen der Faserzusammensetzung, die bei den Benutzern und Verbrauchern besonderes Ansehen genießen, sollten bestimmte Bedingungen gelten. Damit die Benutzer und Verbraucher Informationen erhalten, ist es zudem angezeigt, dass die Bezeichnungen von Textilfasern auf die Eigenschaften der Faser Bezug nehmen.
            
         
               (14)
            
            
               Die Marktüberwachung in den Mitgliedstaaten bei den unter diese Verordnung fallenden Erzeugnissen unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (6) und der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (7).
            
         
               (15)
            
            
               Es ist notwendig, Verfahren für die Probeentnahme und die Analyse von Textilerzeugnissen vorzusehen, um jede Möglichkeit von Beanstandungen der angewandten Verfahren auszuschließen. In den Mitgliedstaaten sollten für die amtlichen Tests zur Bestimmung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen aus binären und ternären Fasergemischen einheitliche Methoden sowohl zur Vorbehandlung der Probe als auch zu ihrer quantitativen Analyse angewandt werden. Um diese Verordnung zu vereinfachen und die darin festgelegten einheitlichen Verfahren an den technischen Fortschritt anzupassen, ist es zweckmäßig, dass diese Verfahren zu harmonisierten Normen werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission den Übergang vom derzeitigen System, das auf in dieser Verordnung geregelten Verfahren beruht, zu einem harmonisierten System, das auf Normen beruht, bewerkstelligen. Die Anwendung einheitlicher Analyseverfahren für Textilerzeugnisse aus binären und ternären Gemischen wird den freien Warenverkehr dieser Erzeugnisse erleichtern und somit das Funktionieren des Binnenmarkts verbessern.
            
         
               (16)
            
            
               Im Fall von binären Textilfasergemischen, für die es kein einheitliches Analyseverfahren auf Unionsebene gibt, sollte das für den Test verantwortliche Labor die Zusammensetzung bestimmen dürfen, wobei es im Analysebericht die erzielten Ergebnisse, das angewandte Verfahren und dessen Genauigkeit angibt.
            
         
               (17)
            
            
               In dieser Verordnung sollten die vereinbarten Zuschläge aufgeführt werden, die auf die Trockenmasse jeder Faser bei der Bestimmung der Faserzusammensetzung der Textilerzeugnisse anzuwenden sind, und es sollten zwei unterschiedliche vereinbarte Zuschläge für die Berechnung der Zusammensetzung der gekämmten oder gekrempelten Fasern, die Wolle und/oder Tierhaare enthalten, vorgesehen werden. Da sich nicht immer feststellen lässt, ob ein Erzeugnis gekämmt oder gekrempelt wurde, und die Anwendung der Toleranzen während der Überprüfung der Konformität von Textilerzeugnissen in der Union infolgedessen zu uneinheitlichen Ergebnissen führen kann, sollten die Labors, die diese Überprüfung vornehmen, die Erlaubnis erhalten, in Zweifelsfällen einen einzigen vereinbarten Zuschlag anzuwenden.
            
         
               (18)
            
            
               Es sollten Bestimmungen für Erzeugnisse festgelegt werden, die von den in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Etikettierungs- und Kennzeichnungsanforderungen ausgenommen sind, insbesondere für Einwegerzeugnisse oder Erzeugnisse, für die eine globale Etikettierung ausreicht.
            
         
               (19)
            
            
               Irreführende Geschäftspraktiken, bei denen u. a. falsche Angaben gemacht werden, die den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte, sind gemäß der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern (8) verboten und durch die Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden (9) abgedeckt.
            
         
               (20)
            
            
               Zum Schutz der Verbraucher sind transparente und kohärente Handelsvorschriften erforderlich, die sich auch auf die Ursprungsangaben erstrecken. Wenn solche Angaben verwendet werden, sollten sie den Verbrauchern ermöglichen, sich umfassend über den Ursprung der Erzeugnisse, die sie kaufen, zu informieren, damit sie vor betrügerischen, unzutreffenden oder irreführenden Ursprungsangaben geschützt sind.
            
         
               (21)
            
            
               Der europäische Textilsektor ist von Produktfälschungen betroffen, was Probleme beim Verbraucherschutz und bei der Verbraucherinformation mit sich bringt. Die Mitgliedstaaten sollten der Umsetzung horizontaler Rechtsvorschriften und Maßnahmen der Union in Bezug auf die Produktfälschung im Bereich Textilerzeugnisse besondere Aufmerksamkeit schenken, so z. B. der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen (10).
            
         
               (22)
            
            
               Es ist angebracht, ein Verfahren für die Aufnahme neuer Bezeichnungen von Textilfasern in die Anhänge dieser Verordnung einzurichten. Deshalb sollte diese Verordnung Anforderungen für Anträge von Herstellern oder anderen für sie handelnden Personen festlegen, die erfüllt sein müssen, damit neue Bezeichnungen von Textilfasern in die Anhänge aufgenommen werden.
            
         
               (23)
            
            
               Es ist notwendig, dass Hersteller oder andere für sie handelnde Personen, die eine neue Textilfaserbezeichnung in die Anhänge dieser Verordnung aufnehmen lassen möchten, neben ihrem jeweiligen Antrag ein technisches Dossier mit den verfügbaren wissenschaftlichen Informationen über mögliche allergische Reaktionen oder andere schädliche Auswirkungen der neuen Textilfaser auf die menschliche Gesundheit vorlegen, einschließlich der Ergebnisse von Tests, die zu diesem Zweck in Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union durchgeführt wurden.
            
         
               (24)
            
            
               Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zum Erlass von technischen Kriterien und Verfahrensvorschriften für die Genehmigung höherer Toleranzen, zur Änderung der Anhänge II, IV, V, VI, VII, VIII und IX zur Anpassung an den technischen Fortschritt und zur Änderung von Anhang I zur Aufnahme neuer Bezeichnungen von Textilfasern in die dort aufgeführte Liste zu erlassen. Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden.
            
         
               (25)
            
            
               Da die Ziele dieser Verordnung auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können und daher wegen ihres Umfangs besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.
            
         
               (26)
            
            
               Die Harmonisierung oder Normung anderer Aspekte der Etikettierung von Textilien sollte geprüft werden, um mögliche Hindernisse zu beseitigen, die das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigen und durch voneinander abweichende Vorschriften oder Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten bedingt sind, und um mit der Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs Schritt halten und künftigen Herausforderungen auf dem Markt für Textilerzeugnisse begegnen zu können. Zu diesem Zweck sollte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über mögliche neue Etikettierungsvorschriften vorlegen, die auf Unionsebene eingeführt werden sollen, um den freien Verkehr von Textilerzeugnissen im Binnenmarkt zu ermöglichen und ein hohes Verbraucherschutzniveau in der gesamten Union zu erreichen. In diesem Bericht sollte insbesondere untersucht werden, in welchem Umfang nach Auffassung der Verbraucher Angaben auf dem Etikett von Textilerzeugnissen gemacht werden sollen; ferner sollte geprüft werden, welche anderen Mittel es außer der Etikettierung gibt, um den Verbrauchern zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Der Bericht sollte auf einer umfassenden Konsultation aller Beteiligten, einschließlich der Verbraucher, beruhen und die geltenden einschlägigen europäischen und internationalen Normen berücksichtigen. In dem Bericht sollte insbesondere geprüft werden: der Anwendungsbereich und die Gestaltung möglicher harmonisierter Vorschriften über die Ursprungsangabe, wobei die Ergebnisse der Entwicklungen im Zusammenhang mit potenziellen horizontalen Ursprungsland-Vorschriften zu beachten sind; der zusätzliche Nutzen, der den Verbrauchern entsteht, wenn die Etikettierungsvorschriften sich auf die Pflegehinweise, die Größe, gefährliche Stoffe, die Entflammbarkeit und die Umwelteigenschaften der Textilerzeugnisse beziehen; die Verwendung sprachunabhängiger Symbole oder Codes zur Ermittlung der in einem Textilerzeugnis enthaltenen Fasern, damit sich die Verbraucher leicht Klarheit über die Zusammensetzung und insbesondere über die Verwendung von natürlichen oder synthetischen Fasern verschaffen können; die Verwendung von Sozialgütesiegeln und/oder elektronischen Etikettierungen und die Anbringung einer Identifikationsnummer auf dem Etikett, über die auf Abruf zusätzliche Informationen über das Erzeugnis und den Hersteller, insbesondere im Internet, zu erhalten sind. Gegebenenfalls sollten dem Bericht Vorschläge für Rechtsvorschriften beigefügt werden.
            
         
               (27)
            
            
               Die Kommission sollte eine Studie durchführen, in der bewertet wird, ob ein Kausalzusammenhang zwischen allergischen Reaktionen und in Textilerzeugnissen verwendeten chemischen Stoffen oder Gemischen besteht. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie sollte die Kommission gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge im Rahmen der geltenden Vorschriften der Union vorlegen.
            
         
               (28)
            
            
               Die Richtlinien 73/44/EWG, 96/73/EG und 2008/121/EG sollten aufgehoben werden —
            
         HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
   KAPITEL 1
   
      ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
   
   Artikel 1
   Gegenstand
   In dieser Verordnung sind die Vorschriften für die Verwendung von Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen, Vorschriften über die Etikettierung oder Kennzeichnung nichttextiler Teile tierischen Ursprungs und Vorschriften über die Bestimmung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen durch quantitative Analyse von binären und ternären Textilfasergemischen festgelegt, um das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern und den Verbrauchern zutreffende Informationen zur Verfügung zu stellen.
   Artikel 2
   Geltungsbereich
   (1)   Diese Verordnung gilt für Textilerzeugnisse, wenn sie auf dem Unionsmarkt bereitgestellt werden, und für die in Absatz 2 genannten Erzeugnisse.
   (2)   Für die Zwecke dieser Verordnung werden die folgenden Erzeugnisse in der gleichen Weise wie Textilerzeugnisse behandelt:
   
               a)
            
            
               Erzeugnisse mit einem Gewichtsanteil an Textilfasern von mindestens 80 %;
            
         
               b)
            
            
               Bezugsmaterial für Möbel, Regen- und Sonnenschirme mit einem Gewichtsanteil an Textilkomponenten von mindestens 80 %;
            
         
               c)
            
            
               die Textilkomponenten
               
                           i)
                        
                        
                           der oberen Schicht mehrschichtiger Fußbodenbeläge,
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           von Matratzenbezügen,
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           von Bezügen von Campingartikeln,
                        
                     sofern diese Textilkomponenten einen Gewichtsanteil von mindestens 80 %dieser oberen Schichten oder Bezüge ausmachen;
            
         
               d)
            
            
               Textilien, die in andere Waren eingearbeitet sind und zu deren Bestandteil werden, sofern ihre Zusammensetzung angegeben ist.
            
         (3)   Diese Verordnung gilt nicht für Textilerzeugnisse, die ohne Übereignung an Heimarbeiter oder selbständige Unternehmen zur Weiterverarbeitung übergeben werden.
   (4)   Diese Verordnung gilt nicht für maßgeschneiderte Textilerzeugnisse, die von selbständigen Schneidern hergestellt wurden.
   Artikel 3
   Begriffsbestimmungen
   (1)   Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
   
               a)
            
            
               „Textilerzeugnis“ ein Erzeugnis, das im rohen, halbbearbeiteten, bearbeiteten, halbverarbeiteten, verarbeiteten, halbkonfektionierten oder konfektionierten Zustand ausschließlich Textilfasern enthält, unabhängig von dem zur Mischung oder Verbindung angewandten Verfahren;
            
         
               b)
            
            
               „Textilfaser“
               
                           i)
                        
                        
                           ein Erzeugnis, das durch seine Flexibilität, seine Feinheit und seine große Länge im Verhältnis zum Höchstquerschnitt gekennzeichnet ist und sich somit zur Herstellung von Textilerzeugnissen eignet, oder
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           ein flexibles Band oder ein Schlauch mit einer Normalbreite von höchstens 5 mm, einschließlich der Bänder, die von breiteren Bändern oder Bahnen abgeschnitten werden, hergestellt auf der Grundlage der zur Herstellung der in Anhang I Tabelle 2 aufgeführten Fasern dienenden Stoffe und geeignet zur Herstellung von Textilerzeugnissen;
                        
                     
         
               c)
            
            
               „Normalbreite“ die Breite des Bandes oder des Schlauches in gefalteter, abgeflachter, gepresster oder gedrehter Form, oder bei nicht einheitlicher Breite die Durchschnittsbreite;
            
         
               d)
            
            
               „Textilkomponente“ einen Teil eines Textilerzeugnisses mit einem feststellbaren Fasergehalt;
            
         
               e)
            
            
               „Fremdfasern“ Fasern, die nicht auf dem Etikett oder der Kennzeichnung angegeben sind;
            
         
               f)
            
            
               „Futter“ eine separate Komponente, die bei der Fertigung von Kleidungsstücken und anderen Erzeugnissen verwendet wird und aus ein- oder mehrschichtigem Textilmaterial besteht, das an einem oder mehreren Säumen befestigt ist;
            
         
               g)
            
            
               „Etikettierung“ die Angabe der erforderlichen Informationen auf dem Textilerzeugnis durch die Anbringung eines Etiketts;
            
         
               h)
            
            
               „Kennzeichnung“ die unmittelbare Angabe der erforderlichen Informationen auf dem Textilerzeugnis durch Aufnähen, Aufsticken, Drucken, Prägen oder jede andere Technik des Anbringens;
            
         
               i)
            
            
               „globale Etikettierung“ die Verwendung eines einzigen Etiketts für mehrere Textilerzeugnisse oder -komponenten;
            
         
               j)
            
            
               „Einwegartikel“ ein Textilerzeugnis, das dazu konzipiert ist, nur einmal oder kurzfristig verwendet zu werden und dessen normale Verwendung nicht zu einer späteren Verwendung zum gleichen Zweck oder zu einem ähnlichen Zweck dient;
            
         
               k)
            
            
               „vereinbarter Zuschlag“ den Wert der Feuchtigkeitsaufnahme, der bei der Berechnung des Prozentsatzes der Faserkomponenten auf der Basis des Trockengewichts der reinen Fasern nach Anwendung der vereinbarten Zuschläge zu verwenden ist.
            
         (2)   Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 festgelegten Definitionen der Begriffe „Bereitstellung auf dem Markt“, „Inverkehrbringen“, „Hersteller“, „Einführer“, „Händler“, „Wirtschaftsakteure“, „harmonisierte Norm“, „Marktüberwachung“ und „Marktüberwachungsbehörde“.
   Artikel 4
   Allgemeine Voraussetzung für die Bereitstellung von Textilerzeugnissen auf dem Markt
   Textilerzeugnisse dürfen nur dann auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie etikettiert oder gekennzeichnet sind oder ihnen Handelsdokumente im Einklang mit dieser Verordnung beiliegen.
   KAPITEL 2
   
      BEZEICHNUNGEN VON TEXTILFASERN UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE ETIKETTIERUNGS- UND KENNZEICHNUNGSVORSCHRIFTEN
   
   Artikel 5
   Bezeichnungen von Textilfasern
   (1)   Für die Beschreibung der Faserzusammensetzungen auf Etiketten und Kennzeichnungen von Textilerzeugnissen dürfen nur die Textilfaserbezeichnungen nach Anhang I verwendet werden.
   (2)   Die Verwendung der Bezeichnungen nach Anhang I ist jenen Textilfasern vorbehalten, die in ihren Eigenschaften der Beschreibung nach diesem Anhang entsprechen.
   Die Bezeichnungen nach Anhang I dürfen weder alleinstehend noch in Wortverbindungen oder als Eigenschaftswort für andere Fasern verwendet werden.
   Die Verwendung des Begriffs „Seide“ ist zur Angabe der Form oder besonderen Aufmachung von Textilfasern als Endlosfasern nicht zulässig.
   Artikel 6
   Anträge auf Einfügung neuer Bezeichnungen von Textilfasern
   Jeder Hersteller oder jede für den Hersteller handelnde Person kann beantragen, dass die Kommission eine neue Textilfaserbezeichnung in die Liste in Anhang I aufnimmt.
   Der Antrag muss ein technisches Dossier enthalten, das gemäß Anhang II zusammengestellt wurde.
   Artikel 7
   Reine Textilerzeugnisse
   (1)   Nur Textilerzeugnisse, die ausschließlich aus einer Faser bestehen, dürfen den Zusatz „100 %“, „rein“ oder „ganz“ auf dem Etikett oder der Kennzeichnung tragen.
   Für andere Textilerzeugnisse dürfen diese oder ähnliche Formulierungen nicht verwendet werden.
   (2)   Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 3 kann auch ein Textilerzeugnis, das einen Gewichtsanteil an Fremdfasern von nicht mehr als 2 % enthält, als ausschließlich aus einer Faser bestehend behandelt werden, sofern dieser Anteil dadurch gerechtfertigt ist, dass er bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar und nicht Ergebnis einer systematischen Hinzufügung ist.
   Ein im Streichverfahren gewonnenes Textilerzeugnis kann auch als ausschließlich aus einer Faser bestehend behandelt werden, wenn es einen Gewichtsanteil an Fremdfasern von nicht mehr als 5 % enthält, sofern dieser Anteil dadurch gerechtfertigt ist, dass er bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar und nicht Ergebnis einer systematischen Hinzufügung ist.
   Artikel 8
   Erzeugnisse aus Schurwolle
   (1)   Ein Wollerzeugnis darf nur dann mit einer der in Anhang III aufgeführten Bezeichnungen etikettiert oder gekennzeichnet werden, wenn es ausschließlich aus einer Wollfaser besteht, die niemals in einem Fertigerzeugnis enthalten war und die weder einem anderen als dem zur Herstellung des Erzeugnisses erforderlichen Spinn- und/oder Filzprozess unterlegen hat noch einer faserschädigenden Behandlung oder Benutzung ausgesetzt wurde.
   (2)   Abweichend von Absatz 1 dürfen die in Anhang III genannten Bezeichnungen für die in einem Textilfasergemisch enthaltene Wolle verwendet werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
   
               a)
            
            
               die gesamte in dem Gemisch enthaltene Wolle entspricht den Voraussetzungen des Absatzes 1;
            
         
               b)
            
            
               der Anteil dieser Wolle am Gesamtgewicht des Gemischs beträgt nicht weniger als 25 %;
            
         
               c)
            
            
               die Wolle ist im Fall eines intimen Fasergemischs nur mit einer einzigen anderen Faser gemischt.
            
         Die vollständige prozentuale Zusammensetzung eines solchen Gemischs ist anzugeben.
   (3)   Der Gewichtsanteil von Fremdfasern bei den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Erzeugnissen, einschließlich im Streichverfahren gewonnener Wollerzeugnisse, darf 0,3 % nicht überschreiten und muss dadurch gerechtfertigt sein, dass er bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar und nicht Ergebnis einer systematischen Hinzufügung ist.
   Artikel 9
   Multifaser-Textilerzeugnisse
   (1)   Auf dem Etikett oder der Kennzeichnung von Textilerzeugnissen werden die Bezeichnung und der Gewichtsanteil aller im Erzeugnis enthaltenen Fasern in absteigender Reihenfolge angegeben.
   (2)   Abweichend von Absatz 1 und unbeschadet des Artikels 7 Absatz 2 dürfen Fasern, deren Anteil am Gesamtgewicht des Textilerzeugnisses bis zu 5 % beträgt, oder Fasern, deren Anteil am Gesamtgewicht des Textilerzeugnisses zusammen bis zu 15 % beträgt, als „sonstige Fasern“ bezeichnet werden, wobei ihr Gewichtsanteil unmittelbar davor oder dahinter anzugeben ist, vorausgesetzt, dass sie zum Zeitpunkt der Herstellung schwierig zu bestimmen sind.
   (3)   Erzeugnisse mit einer Kette aus reiner Baumwolle und einem Schuss aus reinem Leinen, bei denen der Hundertsatz des Leinens mindestens 40 % des Gesamtgewichts des entschlichteten Gewebes ausmacht, können als „Halbleinen“ bezeichnet werden, wobei die Angabe der Zusammensetzung „Kette reine Baumwolle — Schuss reiner Flachs (bzw. Leinen)“ hinzugefügt werden muss.
   (4)   Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 1 dürfen für Textilerzeugnisse, deren Zusammensetzung zum Zeitpunkt ihrer Herstellung schwierig zu bestimmen ist, die Bezeichnungen „diverse Faserarten“ oder „Erzeugnis unbestimmter Zusammensetzung“ auf dem Etikett oder der Kennzeichnung verwendet werden.
   (5)   Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels können Fasern, die nicht in Anhang I aufgeführt sind, als „sonstige Fasern“ bezeichnet werden, wobei ihr Gewichtsanteil unmittelbar davor oder dahinter anzugeben ist.
   Artikel 10
   Fasern mit dekorativer Wirkung und Fasern mit antistatischer Wirkung
   (1)   Sichtbare und isolierbare Fasern, mit denen eine rein dekorative Wirkung erzielt werden soll und die nicht mehr als 7 % des Gewichts des Fertigerzeugnisses ausmachen, müssen nicht in den in den Artikeln 7 und 9 vorgesehenen Faserzusammensetzungen berücksichtigt werden.
   (2)   Metallfasern und andere Fasern, die zur Erzielung einer antistatischen Wirkung zugesetzt werden und die nicht mehr als 2 % des Gewichts des Fertigerzeugnisses ausmachen, müssen nicht in den in den Artikeln 7 und 9 vorgesehenen Faserzusammensetzungen berücksichtigt werden.
   (3)   Im Fall der in Artikel 9 Absatz 4 genannten Erzeugnisse werden die in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Prozentsätze getrennt für das Gewicht der Schussfäden und der Kettfäden berechnet.
   Artikel 11
   Mehrkomponenten-Textilerzeugnisse
   (1)   Jedes Textilerzeugnis, das aus zwei oder mehr Textilkomponenten besteht, die nicht denselben Textilfasergehalt haben, ist mit einem Etikett oder einer Kennzeichnung zu versehen, das bzw. die für jede Komponente den Textilfasergehalt angibt.
   (2)   Die in Absatz 1 vorgesehene Etikettierung oder Kennzeichnung ist nicht erforderlich für Textilkomponenten, die die beiden folgenden Bedingungen erfüllen:
   
               a)
            
            
               Sie sind nicht die Hauptfutterstoffe und
            
         
               b)
            
            
               sie machen weniger als 30 % des Gesamtgewichts des Textilerzeugnisses aus.
            
         (3)   Zwei oder mehrere Textilerzeugnisse mit demselben Fasergehalt, die nach den Gepflogenheiten ein einheitliches Ganzes bilden, brauchen nur mit einem Etikett oder einer Kennzeichnung versehen zu werden.
   Artikel 12
   Textilerzeugnisse, die nichttextile Teile tierischen Ursprungs enthalten
   (1)   Nichttextile Teile tierischen Ursprungs in Textilerzeugnissen sind unter Verwendung des Hinweises „Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“ bei der Etikettierung oder Kennzeichnung von Erzeugnissen, die solche Teile enthalten, anzugeben, wenn sie auf dem Markt bereitgestellt werden.
   (2)   Die Etikettierung oder Kennzeichnung darf nicht irreführend sein und muss so erfolgen, dass sie vom Verbraucher ohne Schwierigkeiten verstanden werden kann.
   Artikel 13
   Etikettierung und Kennzeichnung von in Anhang IV aufgeführten Textilerzeugnissen
   Die Faserzusammensetzung der in Anhang IV aufgeführten Textilerzeugnisse ist nach den dort festgelegten Etikettierungs- und Kennzeichnungsbestimmungen anzugeben.
   Artikel 14
   Etiketten und Kennzeichnungen
   (1)   Textilerzeugnisse werden zur Angabe ihrer Faserzusammensetzung etikettiert oder gekennzeichnet, wenn sie auf dem Markt bereitgestellt werden.
   Die Etikettierung und Kennzeichnung von Textilerzeugnissen muss dauerhaft, leicht lesbar, sichtbar und zugänglich und — im Falle eines Etiketts — fest angebracht sein.
   (2)   Unbeschadet des Absatzes 1 können diese Etiketten oder Kennzeichnungen durch Begleitpapiere (Handelsdokumente) ersetzt oder ergänzt werden, wenn die Erzeugnisse Wirtschaftsakteuren in der Lieferkette oder zur Erfüllung eines Auftrags eines öffentlichen Auftraggebers im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (11) geliefert werden.
   (3)   Die in den Artikeln 5, 7, 8 und 9 genannten Bezeichnungen von Textilfasern und Beschreibungen der Faserzusammensetzung sind in den in Absatz 2 dieses Artikels genannten Begleitpapieren (Handelsdokumenten) deutlich anzugeben.
   Die Verwendung von Abkürzungen ist nicht zulässig; eine Ausnahme gilt für Lochkartenschlüssel oder für Abkürzungen, die in internationalen Normen definiert sind, sofern ihre Bedeutung in demselben Handelsdokument erläutert wird.
   Artikel 15
   Verpflichtung zur Etikettierung oder Kennzeichnung
   (1)   Bringt ein Hersteller ein Textilerzeugnis in Verkehr, so stellt er die Etikettierung oder Kennzeichnung und die Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen sicher. Ist der Hersteller nicht in der Union niedergelassen, so stellt der Einführer die Etikettierung oder Kennzeichnung und die Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen sicher.
   (2)   Ein Händler gilt für die Zwecke dieser Verordnung als Hersteller, wenn er ein Erzeugnis unter seinem Namen oder seiner Handelsmarke in Verkehr bringt, das Etikett selbst anbringt oder den Inhalt des Etiketts ändert.
   (3)   Stellt ein Händler ein Textilerzeugnis auf dem Markt bereit, so stellt er sicher, dass es die entsprechende Etikettierung oder Kennzeichnung gemäß dieser Verordnung trägt.
   (4)   Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Wirtschaftsakteure stellen sicher, dass die Informationen, die vorgelegt werden, wenn Textilerzeugnisse auf dem Markt bereitgestellt werden, nicht mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Bezeichnungen von Textilfasern und den Beschreibungen der Faserzusammensetzung verwechselt werden können.
   Artikel 16
   Verwendung der Bezeichnungen von Textilfasern und der Beschreibungen der Faserzusammensetzung
   (1)   Wird ein Textilerzeugnis auf dem Markt bereitgestellt, so werden die in den Artikeln 5, 7, 8 und 9 genannten Beschreibungen der Textilfaserzusammensetzung in Katalogen, in Prospekten, auf Verpackungen, Etiketten und Kennzeichnungen in einer Weise angegeben, dass sie leicht lesbar, sichtbar und deutlich erkennbar sind, sowie in einem Schriftbild, das in Bezug auf Schriftgröße, Stil und Schriftart einheitlich ist. Diese Informationen müssen für Verbraucher vor dem Kauf deutlich sichtbar sein; dies gilt auch für Fälle, in denen der Kauf auf elektronischem Wege erfolgt.
   (2)   Markenzeichen oder Firmenbezeichnungen dürfen den in den Artikeln 5, 7, 8 und 9 genannten Beschreibungen der Textilfaserzusammensetzung unmittelbar voran- oder nachgestellt werden.
   Enthält jedoch ein Markenzeichen oder eine Firmenbezeichnung allein stehend oder in Wortverbindungen oder als Eigenschaftswort eine der in Anhang I aufgeführten Bezeichnungen von Textilfasern oder eine Bezeichnung, die leicht damit zu verwechseln ist, so ist solch ein Markenzeichen oder solch eine Firmenbezeichnung den in Artikel 5, 7, 8 und 9 genannten Beschreibungen der Textilfaserzusammensetzung unmittelbar voran- oder nachzustellen.
   Andere Informationen werden stets getrennt davon aufgeführt.
   (3)   Die Etikettierung oder Kennzeichnung erfolgt in der Amtssprache oder den Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Textilerzeugnisse dem Verbraucher bereitgestellt werden, es sei denn der betreffende Mitgliedstaat schreibt etwas anderes vor.
   Bei Nähgarn, Stopfgarn oder Stickgarn, das auf Spulen, Fadenrollen, in Strähnen, Knäueln oder sonstigen kleinen Einheiten angeboten wird, gilt Unterabsatz 1 für die globale Etikettierung gemäß Artikel 17 Absatz 3. Werden solche Erzeugnisse einzeln verkauft, so können sie in einer beliebigen Amtssprache der Organe der Union etikettiert oder gekennzeichnet sein, sofern sie auch eine globale Etikettierung aufweisen.
   Artikel 17
   Ausnahmeregelungen
   (1)   Die Vorschriften der Artikel 11, 14, 15 und 16 gelten vorbehaltlich der in den Absätzen 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels geregelten Ausnahmen.
   (2)   Die Angabe der Bezeichnungen von Textilfasern oder der Faserzusammensetzung in der Etikettierung und Kennzeichnung der in Anhang V aufgeführten Textilerzeugnisse ist nicht vorgeschrieben.
   Enthält jedoch ein Markenzeichen oder eine Firmenbezeichnung eine der in Anhang I aufgeführten Bezeichnungen oder eine damit verwechselbare Bezeichnung allein stehend oder in Wortverbindungen oder als Eigenschaftswort, so gelten die Artikel 11, 14, 15 und 16.
   (3)   Sind in Anhang VI aufgeführte Textilerzeugnisse von der gleichen Art und weisen sie die gleiche Faserzusammensetzung auf, so dürfen sie mit einer globalen Etikettierung zusammen auf dem Markt bereitgestellt werden.
   (4)   Die Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen, die als Meterware verkauft werden, kann auf dem Stück oder auf der Rolle, das bzw. die auf dem Markt bereitgestellt wird, angegeben werden.
   (5)   Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Textilerzeugnisse werden so auf dem Markt bereitgestellt, dass ihre Faserzusammensetzung jedem Käufer in der Lieferkette bis hin zum Verbraucher bekannt ist.
   KAPITEL 3
   
      MARKTÜBERWACHUNG
   
   Artikel 18
   Überprüfungen zur Marktüberwachung
   Die Marktüberwachungsbehörden überprüfen, ob die Faserzusammensetzung der Textilerzeugnisse mit der angegebenen Faserzusammensetzung dieser Erzeugnisse nach Maßgabe dieser Verordnung übereinstimmt.
   Artikel 19
   Bestimmung der Faserzusammensetzung
   (1)   Zum Zwecke der Bestimmung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen erfolgen die Überprüfungen nach Artikel 18 gemäß den Methoden des Anhangs VIII oder mit in diesen Anhang aufzunehmenden harmonisierten Normen.
   (2)   Bei der Bestimmung der Faserzusammensetzungen gemäß den Artikeln 7, 8 und 9 sind die in Anhang VII aufgeführten Artikel nicht zu berücksichtigen.
   (3)   Die in den Artikeln 7, 8 und 9 genannte Faserzusammensetzung wird unter Anwendung des in Anhang IX vorgesehenen vereinbarten Zuschlags auf die Trockenmasse jeder Faser berechnet, nachdem die in Anhang VII aufgeführten Artikel ausgesondert wurden.
   (4)   Die Labore, die für den Test von Textilgemischen verantwortlich sind, für die es kein einheitliches Analyseverfahren auf Unionsebene gibt, bestimmen die Faserzusammensetzung dieser Gemische, wobei im Analysebericht die erzielten Ergebnisse, das angewandte Verfahren und dessen Genauigkeit anzugeben sind.
   Artikel 20
   Toleranzen
   (1)   Für die Zwecke der Ermittlung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen gelten die Toleranzen gemäß den Absätzen 2, 3 und 4.
   (2)   Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 3 entfällt die Angabe von Fremdfasern in der Faserzusammensetzung gemäß Artikel 9, wenn der prozentuale Anteil dieser Fasern folgende Werte nicht erreicht:
   
               a)
            
            
               2 % des Gesamtgewichts des Textilerzeugnisses, sofern dieser Anteil dadurch gerechtfertigt ist, dass er bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar und nicht Ergebnis einer systematischen Hinzufügung ist, oder
            
         
               b)
            
            
               5 % des Gesamtgewichts bei Textilerzeugnissen, die im Streichverfahren gewonnen wurden, sofern dieser Anteil dadurch gerechtfertigt ist, dass er bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar und nicht Ergebnis einer systematischen Hinzufügung ist.
            
         (3)   Eine Herstellungstoleranz von 3 % zwischen der gemäß Artikel 9 angegebenen Faserzusammensetzung und den Anteilen, die mit der gemäß Artikel 19 durchgeführten Analyse ermittelt werden, bezogen auf das Gesamtgewicht der auf dem Etikett oder in der Kennzeichnung angegebenen Fasern, ist zulässig. Diese Toleranz gilt auch für
   
               a)
            
            
               Fasern, die gemäß Artikel 9 mit den Worten „andere Fasern“ bezeichnet werden dürfen,
            
         
               b)
            
            
               den Hundertteil von Wolle gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b.
            
         Für die Zwecke der Analyse werden die Toleranzen einzeln berechnet. Das für die Berechnung der Toleranz nach diesem Absatz heranzuziehende Gesamtgewicht ist das Gewicht der Fasern des Fertigerzeugnisses, abzüglich des Gewichts von Fremdfasern, die bei der Anwendung der Toleranz gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels möglicherweise festgestellt wurden.
   (4)   Die Kumulierung der Toleranzen nach den Absätzen 2 und 3 ist nur zulässig, wenn sich herausstellt, dass die bei der Anwendung der Toleranz nach Absatz 2 durch die Analyse möglicherweise festgestellten Fremdfasern von der gleichen chemischen Art sind wie eine oder mehrere der auf dem Etikett oder in der Kennzeichnung angegebenen Fasern.
   (5)   Für besondere Textilerzeugnisse, deren Herstellungsverfahren höhere Toleranzen erfordert als die in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Toleranzen, kann die Kommission höhere Toleranzen zulassen.
   Vor dem Inverkehrbringen des Textilerzeugnisses stellt der Hersteller einen Antrag auf Genehmigung durch die Kommission, in dem er ausreichende Gründe für die außergewöhnlichen Umstände bei der Herstellung nennt und diese außergewöhnlichen Umstände nachweist. Die Genehmigung kann nur in außergewöhnlichen Fällen und bei entsprechender Rechtfertigung seitens des Herstellers gewährt werden.
   Die Kommission erlässt gegebenenfalls durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 22 technische Kriterien und Verfahrensvorschriften für die Anwendung dieses Absatzes.
   KAPITEL 4
   
      SCHLUSSBESTIMMUNGEN
   
   Artikel 21
   Delegierte Rechtsakte
   (1)   Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 22 in Bezug auf technische Kriterien und Verfahrensvorschriften zur Anwendung von Artikel 20 Absatz 5, Änderungen der Anhänge II, IV, V, VI, VII, VIII und IX, die erforderlich sind, um dem technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, und Änderungen des Anhangs I, um gemäß Artikel 6 neue Textilfasernamen in die in diesem Anhang genannte Liste aufzunehmen, zu erlassen.
   (2)   Beim Erlass dieser delegierten Rechtsakte handelt die Kommission nach den Bestimmungen dieser Verordnung.
   Artikel 22
   Ausübung der Befugnisübertragung
   (1)   Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.
   (2)   Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 20 Absatz 5 und Artikel 21 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 7. November 2011 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solcher Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.
   (3)   Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 20 Absatz 5 und Artikel 21 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.
   (4)   Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.
   (5)   Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 20 Absatz 5 und Artikel 21 erlassen worden ist, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.
   Artikel 23
   Berichterstattung
   Bis zum 8. November 2014 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor, wobei ein Schwerpunkt auf den Anträgen auf neue Bezeichnungen von Textilfasern und deren Annahme liegt, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag.
   Artikel 24
   Überprüfung
   (1)   Bis zum 30. September 2013 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über mögliche neue Etikettierungsvorschriften vor, die auf Unionsebene eingeführt werden sollten, damit den Verbrauchern genaue, sachdienliche, verständliche und vergleichbare Informationen über die Merkmale von Textilerzeugnissen zur Verfügung gestellt werden.
   (2)   Der Bericht beruht auf einer Konsultation aller Beteiligten und berücksichtigt die geltenden einschlägigen europäischen und internationalen Normen.
   (3)   Dem Bericht werden gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge beigefügt, und es werden darin unter anderem folgende Aspekte geprüft:
   
               a)
            
            
               ein Ursprungsetikettierungssystem, mit dem den Verbrauchern zutreffende Informationen über das Ursprungsland und zusätzliche Informationen, mit denen die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Textilerzeugnissen gewährleistet wird, zur Verfügung gestellt werden sollen, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Entwicklungen im Zusammenhang mit potenziellen horizontalen Ursprungsland-Vorschriften;
            
         
               b)
            
            
               ein vereinheitlichtes Etikettierungssystem für die Pflege;
            
         
               c)
            
            
               ein unionsweit einheitliches Etikettierungssystem für Größen für einschlägige Textilerzeugnisse;
            
         
               d)
            
            
               eine Angabe allergener Stoffe;
            
         
               e)
            
            
               elektronische Etikettierung und andere neue Technologien und die Verwendung sprachunabhängiger Symbole oder Codes zur Ermittlung von Fasern.
            
         Artikel 25
   Studie zu gefährlichen Stoffen
   Bis zum 30. September 2013 führt die Kommission eine Studie durch, in der bewertet wird, ob ein Kausalzusammenhang zwischen allergischen Reaktionen und in Textilerzeugnissen verwendeten chemischen Stoffen oder Gemischen besteht. Auf der Grundlage dieser Studie legt die Kommission gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge im Rahmen der geltenden Vorschriften der Union vor.
   Artikel 26
   Übergangsbestimmung
   Textilerzeugnisse, die der Richtlinie 2008/121/EG entsprechen und vor dem 8. Mai 2012 in Verkehr gebracht werden, können bis zum 9. November 2014 weiterhin auf dem Markt bereitgestellt werden.
   Artikel 27
   Aufhebung
   Die Richtlinien 73/44/EWG, 96/73/EG und 2008/121/EG werden mit Wirkung vom 8. Mai 2012 aufgehoben.
   Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als Bezugnahmen auf diese Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabellen in Anhang X zu lesen.
   Artikel 28
   Inkrafttreten
   Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
   Sie gilt ab dem 8. Mai 2012.
   
      Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
      Geschehen zu Straßburg am 27. September 2011.
      
         
            Im Namen des Europäischen Parlaments
         
         
            Der Präsident
         
         J. BUZEK
      
      
         
            Im Namen des Rates
         
         
            Der Präsident
         
         M. DOWGIELEWICZ
      
   
   
      (1)  ABl. C 255 vom 22.9.2010, S. 37.
   
      (2)  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. Mai 2010 (ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 179) und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom 6. Dezember 2010 (ABl. C 50 E vom 17.2.2011, S. 1). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Mai 2011 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 19. Juli 2011.
   
      (3)  ABl. L 83 vom 30.3.1973, S. 1.
   
      (4)  ABl. L 32 vom 3.2.1997, S. 1.
   
      (5)  ABl. L 19 vom 23.1.2009, S. 29.
   
      (6)  ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30.
   
      (7)  ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
   
      (8)  ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
   
      (9)  ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.
   
      (10)  ABl. L 196 vom 2.8.2003, S. 7.
   
      (11)  ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114.
   
      ANHANG I
      
         Liste der Bezeichnungen von Textilfasern
      
      (gemäß Artikel 5)
      
         Tabelle 1
      
      
                  Nummer
               
               
                  Bezeichnung
               
               
                  Beschreibung der Fasern
               
            
                  1
               
               
                  Wolle
               
               
                  Faser vom Fell des Schafes (Ovis aries) oder ein Gemisch aus Fasern von der Schafschur und aus Haaren der unter Nummer 2 genannten Tiere
               
            
                  2
               
               
                  Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmir, Mohair, Angora (-kanin), Vikunja, Yak, Guanako, Kaschgora, Biber, Fischotter, mit oder ohne zusätzliche Bezeichnung „Wolle“ oder „Tierhaar“
               
               
                  Haare nachstehender Tiere: Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmirziege, Angoraziege, Angorakanin, Vikunja, Yak, Guanako, Kaschgoraziege, Biber, Fischotter
               
            
                  3
               
               
                  Tierhaar, mit oder ohne Angabe der Tiergattung (z. B. Rinderhaar, Hausziegenhaar, Rosshaar)
               
               
                  Haare von verschiedenen Tieren, soweit diese nicht unter den Nummern 1 und 2 genannt sind
               
            
                  4
               
               
                  Seide
               
               
                  Faser, die ausschließlich aus Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen wird
               
            
                  5
               
               
                  Baumwolle
               
               
                  Faser aus den Samen der Baumwollpflanze (Gossypium)
               
            
                  6
               
               
                  Kapok
               
               
                  Faser aus dem Fruchtinneren des Kapok (Ceiba pentandra)
               
            
                  7
               
               
                  Flachs bzw. Leinen
               
               
                  Bastfaser aus den Stängeln des Flachses (Linum usitatissimum)
               
            
                  8
               
               
                  Hanf
               
               
                  Bastfaser aus den Stängeln des Hanfes (Cannabis sativa)
               
            
                  9
               
               
                  Jute
               
               
                  Bastfaser aus den Stängeln des Corchorus olitorius und Corchorus capsulatis. Im Sinne dieser Verordnung sind der Jute gleichgestellt: Fasern aus Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
                  
               
            
                  10
               
               
                  Manila
               
               
                  Faser aus den Blattscheiden der Musa textilis
                  
               
            
                  11
               
               
                  Alfa
               
               
                  Faser aus den Blättern der Stipa tenacissima
                  
               
            
                  12
               
               
                  Kokos
               
               
                  Faser aus der Frucht der Cocos nucifera
                  
               
            
                  13
               
               
                  Ginster
               
               
                  Bastfaser aus den Stängeln des Cytisus scoparius und/oder des Spartium junceum
                  
               
            
                  14
               
               
                  Ramie
               
               
                  Faser aus dem Bast der Boehmeria nivea und der Boehmeria tenacissima
                  
               
            
                  15
               
               
                  Sisal
               
               
                  Faser aus den Blättern der Agave sisalana
                  
               
            
                  16
               
               
                  Sunn
               
               
                  Faser aus dem Bast der Crotalaria juncea
                  
               
            
                  17
               
               
                  Henequen
               
               
                  Faser aus dem Bast der Agave fourcroydes
                  
               
            
                  18
               
               
                  Maguey
               
               
                  Faser aus dem Bast der Agave cantala
                  
               
            
         
      
         Tabelle 2
      
      
                  Nummer
               
               
                  Bezeichnung
               
               
                  Beschreibung der Fasern
               
            
                  19
               
               
                  Acetat
               
               
                  Faser aus Zellulose-Acetat mit weniger als 92 %, jedoch mindestens 74 % acetylierter Hydroxylgruppen
               
            
                  20
               
               
                  Alginat
               
               
                  Faser aus den Metallsalzen der Alginsäure
               
            
                  21
               
               
                  Cupro
               
               
                  Regenerierte Zellulosefaser nach dem Kupfer-Ammoniak-Verfahren
               
            
                  22
               
               
                  Modal
               
               
                  Nach einem geänderten Viskoseverfahren hergestellte regenerierte Zellulosefaser mit hoher Reißkraft und hohem Modul in feuchtem Zustand. Die Reißkraft (BC) in aufgemachtem Zustand und die Kraft (BM), die erforderlich ist, um in feuchtem Zustand eine Dehnung von 5 % zu erzielen, sind Folgende:
                  
                               
                           
                           
                              BC (Zentinewton) ≥ 1,3 
                           
                        
                               
                           
                           
                              BM (Zentinewton) ≥ 0,5 
                           
                        wobei T die mittlere längenbezogene Masse in Dezitex ist.
               
            
                  23
               
               
                  Regenerierte Proteinfaser
               
               
                  Faser aus regeneriertem und durch chemische Agenzien stabilisiertem Eiweiß
               
            
                  24
               
               
                  Triacetat
               
               
                  Aus Zellulose-Acetat hergestellte Faser, bei der mindestens 92 % der Hydroxylgruppen acetyliert sind
               
            
                  25
               
               
                  Viskose
               
               
                  Bei Endlosfasern und Spinnfasern nach dem Viskoseverfahren hergestellte regenerierte Zellulosefaser
               
            
                  26
               
               
                  Seide
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mindestens 85 Gewichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird
               
            
                  27
               
               
                  Polychlorid
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 Gewichtsprozent chloriertem Olefin (z. B. Vinylchlorid, Vinylidenchlorid) aufgebaut wird
               
            
                  28
               
               
                  Fluorfaser
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, die aus aliphatischen Fluor-Kohlenstoff-Monomeren gewonnen werden
               
            
                  29
               
               
                  Modacryl
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 und weniger als 85 Gewichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird
               
            
                  30
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Faser aus synthetischen linearen Makromolekülen, deren Kette sich wiederholende Amidbindungen aufweist, von denen mindestens 85 % an lineare aliphatische oder zykloaliphatische Einheiten gebunden sind
               
            
                  31
               
               
                  Aramid
               
               
                  Fasern aus linearen synthetischen Makromolekülen mit aromatischen Gruppen, deren Kette aus Amid- oder Imidbindungen besteht, von denen mindestens 85 % direkt an zwei aromatische Kerne gebunden sind und deren Imidbindungen, wenn vorhanden, die Anzahl der Amidbindungen nicht übersteigen darf
               
            
                  32
               
               
                  Polyimid
               
               
                  Faser aus synthetischen linearen Makromolekülen, deren Kette sich wiederholende Imideinheiten aufweist
               
            
                  33
               
               
                  Lyocell
               
               
                  Durch Auflösungs- und Spinnverfahren in organischem Lösungsmittel (Gemisch aus organischen Chemikalien und Wasser) hergestellte regenerierte Zellulosefaser ohne Bildung von Derivaten
               
            
                  34
               
               
                  Polylactid
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Masseprozent aus Milchsäureestereinheiten besteht, die aus natürlich vorkommenden Zuckern gewonnen werden, und deren Schmelzpunkt bei mindestens 135 °C liegt
               
            
                  35
               
               
                  Polyester
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus dem Ester eines Diols mit Terephtalsäure besteht
               
            
                  36
               
               
                  Polyethylen
               
               
                  Faser aus gesättigten linearen Makromolekülen nicht substituierter aliphatischer Kohlenwasserstoffe
               
            
                  37
               
               
                  Polypropylen
               
               
                  Faser aus linearen gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen, in denen jeder zweite Kohlenstoff eine Methylgruppe in isotaktischer Anordnung trägt, ohne weitere Substitution
               
            
                  38
               
               
                  Polyharnstoff
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Harnstoffgruppe (NH-CO-NH) aufweist
               
            
                  39
               
               
                  Polyurethan
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Urethangruppen aufweist
               
            
                  40
               
               
                  Vinylal
               
               
                  Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus Polyvinylalkohol mit variablem Acetalisierungsgrad aufgebaut wird
               
            
                  41
               
               
                  Trivinyl
               
               
                  Faser aus drei verschiedenen Vinylmonomeren, die sich aus Acrylnitril, aus einem chlorierten Vinylmonomer und aus einem dritten Vinylmonomer zusammensetzt, von denen keines 50 % der Gewichtsanteile aufweist
               
            
                  42
               
               
                  Elastodien
               
               
                  Elastische Faser, die aus natürlichem oder synthetischem Polyisopren besteht, entweder aus einem oder mehreren polymerisierten Dienen, mit oder ohne einem oder mehreren Vinylmonomeren, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt
               
            
                  43
               
               
                  Elasthan
               
               
                  Elastische Faser, die aus mindestens 85 Gewichtsprozent von segmentiertem Polyurethan besteht, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt
               
            
                  44
               
               
                  Glasfaser
               
               
                  Faser aus Glas
               
            
                  45
               
               
                  Elastomultiester
               
               
                  Faser, die durch die Interaktion von zwei oder mehr chemisch verschiedenen linearen Makromolekülen in zwei oder mehr verschiedenen Phasen entsteht (von denen keine 85 % Gewichtsprozent übersteigt), die als wichtigste funktionale Einheit Estergruppen enthält (zu mindestens 85 %) und die nach geeigneter Behandlung um die anderthalbfache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt
               
            
                  46
               
               
                  Elastolefin
               
               
                  Für Fasern aus mindestens 95 Gewichtsprozent Makromolekülen, zum Teil quervernetzt, zusammengesetzt aus Ethylen und wenigstens einem anderen Olefin, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die anderthalbfache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren
               
            
                  47
               
               
                  Melamin
               
               
                  Faser, die zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus quervernetzten, aus Melaminderivaten bestehenden Makromolekülen aufgebaut ist
               
            
                  48
               
               
                  Bezeichnung entsprechend dem Stoff, aus dem sich die Fasern zusammensetzen, z. B. Metall (metallisch, metallisiert), Asbest, Papier, mit oder ohne Zusatz „Faser“ oder „Garn“
               
               
                  Fasern aus verschiedenen oder neuartigen Stoffen, die vorstehend nicht aufgeführt sind
               
            
   
      ANHANG II
      
         Mindestanforderungen an ein technisches Dossier, das in den Antrag für eine neue Bezeichnung von Textilfasern aufzunehmen ist
      
      (gemäß Artikel 6)
      Ein technisches Dossier, das einem Antrag auf Aufnahme einer neuen Bezeichnung von Textilfasern in die Liste in Anhang I gemäß Artikel 6 beizufügen ist, muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:
      
                  1.
               
               
                  Vorgeschlagene Bezeichnung der Textilfaser:
                  Die vorgeschlagene Bezeichnung muss sich auf die chemische Zusammensetzung beziehen und gegebenenfalls Aufschluss über die Eigenschaften der Faser geben. Die vorgeschlagene Bezeichnung darf nicht mit Rechten des geistigen Eigentums verbunden sein und sie darf nicht mit dem Hersteller in Zusammenhang stehen.
               
            
                  2.
               
               
                  Vorgeschlagene Definition der Textilfaser:
                  Die Eigenschaften, die in der Definition der neuen Textilfaser genannt werden, wie beispielsweise Elastizität, müssen durch Testverfahren überprüfbar sein, die im technischen Dossier zusammen mit den Versuchsergebnissen der Analysen vorzulegen sind.
               
            
                  3.
               
               
                  Identifizierung der Textilfaser: chemische Formel, Unterschiede zu bereits vorhandenen Textilfasern sowie gegebenenfalls einzelne Daten wie Schmelzpunkt, Dichte, Refraktionsindex, Brandverhalten und FTIR-Spektrum.
               
            
                  4.
               
               
                  Vorgeschlagener vereinbarter Zuschlag für die Berechnung der Faserzusammensetzung.
               
            
                  5.
               
               
                  Hinreichend ausgereifte Identifizierungs- und Quantifizierungsverfahren, einschließlich Versuchsdaten:
                  
                               
                           
                           
                              Der Antragsteller muss beurteilen, ob sich die in Anhang VIII dieser Verordnung aufgeführten Methoden oder die in jenen Anhang aufzunehmenden harmonisierten Normen einsetzen lassen, um die wahrscheinlichsten im Handel zu erwartenden Gemische der neuen Textilfaser mit anderen Textilfasern zu analysieren, und wenigstens eine dieser Methoden vorschlagen. Im Falle von Methoden oder harmonisierten Normen, bei denen die Textilfaser als unlöslicher Bestandteil gelten kann, muss der Antragsteller die Massenkorrekturfaktoren der neuen Textilfaser bewerten. Mit dem Antrag sind sämtliche Versuchsdaten vorzulegen.
                           
                        
                               
                           
                           
                              Sind die in dieser Verordnung aufgeführten Methoden ungeeignet, muss der Antragsteller dies angemessen begründen und eine neue Methode vorschlagen.
                           
                        
                               
                           
                           
                              Der Antrag muss alle Versuchsdaten für die vorgeschlagenen Methoden enthalten. Mit dem Dossier müssen auch Daten über die Genauigkeit, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Methoden vorgelegt werden.
                           
                        
            
                  6.
               
               
                  Verfügbare Informationen über mögliche allergische Reaktionen und andere schädliche Auswirkungen der neuen Textilfaser auf die menschliche Gesundheit, einschließlich der Ergebnisse von Tests, die zu diesem Zweck in Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union durchgeführt wurden.
               
            
                  7.
               
               
                  Zur Begründung des Antrags zusätzlich vorzulegende Angaben: Herstellungsverfahren, Bedeutung für den Verbraucher.
               
            Der Hersteller oder eine für den Hersteller handelnde Person stellt repräsentative Proben der neuen, reinen Textilfaser und der relevanten Textilfasergemische, die benötigt werden, um eine Validierung der vorgeschlagenen Identifizierungs- und Quantifizierungsmethoden vorzunehmen, bereit. Die Kommission kann beim Hersteller oder der für den Hersteller handelnden Person zusätzliche Proben der relevanten Fasergemische anfordern.
   
   
      ANHANG III
      
         Bezeichnungen gemäß Artikel 8 Absatz 1
      
      —   Bulgarisch: „необработена вълна“
      —   Spanisch: „lana virgen“ oder „lana de esquilado“
      —   Tschechisch: „střižní vlna“
      —   Dänisch: „ren, ny uld“
      —   Deutsch: „Schurwolle“
      —   Estnisch: „uus vill“
      —   Griechisch: „παρθένο μαλλί“
      —   Englisch: „fleece wool“ oder „virgin wool“
      —   Französisch: „laine vierge“ oder „laine de tonte“
      —   Irisch: „olann lomra“
      —   Italienisch: „lana vergine“ oder „lana di tosa“
      —   Lettisch: „pirmlietojuma vilna“ oder „cirptā vilna“
      —   Litauisch: „natūralioji vilna“
      —   Ungarisch: „élőgyapjú“
      —   Maltesisch: „suf verġni“
      —   Niederländisch: „scheerwol“
      —   Polnisch: „żywa wełna“
      —   Portugiesisch: „lã virgem“
      —   Rumänisch: „lână virgină“
      —   Slowakisch: „strižná vlna“
      —   Slowenisch: „runska volna“
      —   Finnisch: „uusi villa“
      —   Schwedisch: „ny ull“
   
   
      ANHANG IV
      
         Besondere Etikettierungs- und Kennzeichnungsvorschriften für bestimmte Textilerzeugnisse
      
      (gemäß Artikel 13)
      
                  Erzeugnisse
               
               
                  Etikettierungs- und Kennzeichnungsvorschriften
               
            
                  
                              1.
                           
                           
                              Folgende Miederwaren:
                           
                        
               
                  Die Faserzusammensetzung ist auf dem Etikett und der Kennzeichnung entweder durch Angabe der Zusammensetzung des gesamten Erzeugnisses oder global oder getrennt durch Angabe der Zusammensetzung der einzelnen Teile dieser Artikel anzugeben:
               
            
                  
                              a)
                           
                           
                              Büstenhalter
                           
                        
               
                  äußeres und inneres Gewebe der Oberfläche der Schalen und des Rückenteils;
               
            
                  
                              b)
                           
                           
                              Korsetts und Hüfthalter
                           
                        
               
                  Vorderteil, Rückenteil und Seitenteile;
               
            
                  
                              c)
                           
                           
                              Korseletts
                           
                        
               
                  äußeres und inneres Gewebe der Oberfläche der Schalen, der verstärkten Vorderteile, der verstärkten Rückenteile und der Seitenteile
               
            
                  
                              2.
                           
                           
                              Andere, oben nicht aufgeführte Miederwaren:
                           
                        
               
                  Die Faserzusammensetzung ist entweder durch Angabe der Zusammensetzung des gesamten Erzeugnisses oder global oder getrennt durch Angabe der Zusammensetzung der verschiedenen Teile dieser Artikel anzugeben. Diese Etikettierung ist für Teile, die weniger als 10 % des Gesamtgewichts des Erzeugnisses ausmachen, nicht vorgeschrieben
               
            
                  
                              3.
                           
                           
                              Alle Miederwaren:
                           
                        
               
                  Die getrennte Etikettierung und Kennzeichnung der verschiedenen Teile der Miederwaren hat so zu erfolgen, dass für den Verbraucher ohne Schwierigkeiten erkennbar ist, auf welchen Teil des Erzeugnisses sich die auf dem Etikett oder der Kennzeichnung angegebenen Hinweise beziehen
               
            
                  
                              4.
                           
                           
                              Ausgebrannte Textilerzeugnisse:
                           
                        
               
                  Die Faserzusammensetzung ist für das Gesamterzeugnis anzugeben; sie kann durch getrennte Nennung der Zusammensetzung des Grundmaterials und der der Ausbrennung unterworfenen Teile angegeben werden. Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen
               
            
                  
                              5.
                           
                           
                              Stickerei-Textilerzeugnisse:
                           
                        
               
                  Die Faserzusammensetzung ist für das Gesamterzeugnis anzugeben; sie kann durch getrennte Nennung der Zusammensetzung des Grundmaterials und der Stickereifäden angegeben werden. Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen. Diese Etikettierung oder Kennzeichnung ist nur für bestickte Teile vorgeschrieben, die mindestens 10 % der Oberfläche des Erzeugnisses ausmachen
               
            
                  
                              6.
                           
                           
                              Garn mit einem Kern und einer Umspinnung aus verschiedenen Faserarten, das als solches dem Verbraucher auf dem Markt bereitgestellt wird:
                           
                        
               
                  Die Zusammensetzung ist für das Gesamterzeugnis anzugeben; sie kann durch getrennte Nennung der Zusammensetzung des Kerns und der Umspinnung angegeben werden. Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen
               
            
                  
                              7.
                           
                           
                              Textilerzeugnisse aus Samt oder Plüsch oder ähnlichen Stoffen:
                           
                        
               
                  Hier ist die Faserzusammensetzung für das Gesamterzeugnis anzugeben; sie kann, wenn diese Erzeugnisse aus einer Grundschicht und einer unterschiedlichen Nutzschicht bestehen und aus verschiedenen Fasern zusammengesetzt sind, getrennt für diese Bestandteile angegeben werden. Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen
               
            
                  
                              8.
                           
                           
                              Bodenbeläge und Teppiche, bei denen die Grundschicht und die Nutzschicht aus verschiedenen Fasern bestehen:
                           
                        
               
                  Die Faserzusammensetzung braucht nur für die Nutzschicht angegeben zu werden. Die Nutzschicht ist ausdrücklich zu nennen
               
            
   
      ANHANG V
      
         Textilerzeugnisse, für die keine Etikettierung oder Kennzeichnung vorgeschrieben ist
      
      (gemäß Artikel 17 Absatz 2)
      
                  1.
               
               
                  Hemdsärmelhalter
               
            
                  2.
               
               
                  Armbänder für Uhren, aus Spinnstoffen
               
            
                  3.
               
               
                  Etiketten und Abzeichen
               
            
                  4.
               
               
                  Polstergriffe, aus Spinnstoffen
               
            
                  5.
               
               
                  Kaffeewärmer
               
            
                  6.
               
               
                  Teewärmer
               
            
                  7.
               
               
                  Schutzärmel
               
            
                  8.
               
               
                  Muffe, nicht aus Plüsch
               
            
                  9.
               
               
                  Künstliche Blumen
               
            
                  10.
               
               
                  Nadelkissen
               
            
                  11.
               
               
                  Bemalte Leinwand
               
            
                  12.
               
               
                  Textilerzeugnisse für Verstärkungen und Versteifungen
               
            
                  13.
               
               
                  Gebrauchte, konfektionierte Textilerzeugnisse, sofern sie ausdrücklich als solche bezeichnet sind
               
            
                  14.
               
               
                  Gamaschen
               
            
                  15.
               
               
                  Verpackungsmaterial, nicht neu und als solches verkauft
               
            
                  16.
               
               
                  Leder- und Sattlerwaren, aus Spinnstoffen
               
            
                  17.
               
               
                  Reiseartikel, aus Spinnstoffen
               
            
                  18.
               
               
                  Fertige oder noch fertigzustellende handgestickte Tapisserien und Material zu ihrer Herstellung, einschliesslich Handstickgarne, die getrennt vom Grundmaterial zum Verkauf angeboten werden und speziell zur Verwendung für solche Tapisserien aufgemacht sind
               
            
                  19.
               
               
                  Reißverschlüsse
               
            
                  20.
               
               
                  Mit Textilien überzogene Knöpfe und Schnallen
               
            
                  21.
               
               
                  Buchhüllen aus Spinnstoffen
               
            
                  22.
               
               
                  Spielzeug
               
            
                  23.
               
               
                  Textile Teile von Schuhwaren
               
            
                  24.
               
               
                  Deckchen aus mehreren Bestandteilen mit einer Oberfläche von weniger als 500 cm2
                  
               
            
                  25.
               
               
                  Topflappen und Topfhandschuhe
               
            
                  26.
               
               
                  Eierwärmer
               
            
                  27.
               
               
                  Kosmetiktäschchen
               
            
                  28.
               
               
                  Tabakbeutel aus Gewebe
               
            
                  29.
               
               
                  Futterale bzw. Etuis für Brillen, Zigaretten und Zigarren, Feuerzeuge und Kämme, aus Gewebe
               
            
                  30.
               
               
                  Hüllen für Mobiltelefone und tragbare Medienabspielgeräte mit einer Oberfläche von höchstens 160 cm2
                  
               
            
                  31.
               
               
                  Schutzartikel für den Sport, ausgenommen Handschuhe
               
            
                  32.
               
               
                  Toilettenbeutel
               
            
                  33.
               
               
                  Schuhputzbeutel
               
            
                  34.
               
               
                  Bestattungsartikel
               
            
                  35.
               
               
                  Einwegerzeugnisse, ausgenommen Watte
               
            
                  36.
               
               
                  Den Vorschriften des Europäischen Arzneibuchs unterliegende Textilerzeugnisse, für die ein entsprechender Vermerk aufgenommen wurde, wieder verwendbare medizinische und orthopädische Binden und allgemeines orthopädisches Textilmaterial
               
            
                  37.
               
               
                  Textilerzeugnisse, einschließlich Seile, Taue und Bindfäden (vorbehaltlich Anhang VI Nummer 12), die normalerweise bestimmt sind:
                  
                              a)
                           
                           
                              zur Verwendung als Werkzeug bei der Herstellung und der Verarbeitung von Gütern;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              zum Einbau in Maschinen, Anlagen (für Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung usw.), Haushaltsgeräte und andere Geräte, Fahrzeuge und andere Transportmittel oder zum Betrieb, zur Wartung oder zur Ausrüstung dieser Geräte, mit Ausnahme von Planen und Textilzubehör für Kraftfahrzeuge, das getrennt von den Fahrzeugen verkauft wird
                           
                        
            
                  38.
               
               
                  Textilerzeugnisse für den Schutz und die Sicherheit, wie z. B. Sicherheitsgurte, Fallschirme, Schwimmwesten, Notrutschen, Brandschutzvorrichtungen, kugelsichere Westen, besondere Schutzanzüge (z. B. Feuerschutz, Schutz vor Chemikalien oder anderen Sicherheitsrisiken)
               
            
                  39.
               
               
                  Ballonhallen (Sport-, Ausstellungs-, Lagerhallen usw.), sofern Angaben über die Leistungen und technischen Einzelheiten dieser Erzeugnisse mitgeliefert werden
               
            
                  40.
               
               
                  Segel
               
            
                  41.
               
               
                  Textilwaren für Tiere
               
            
                  42.
               
               
                  Fahnen und Banner
               
            
   
      ANHANG VI
      
         Textilerzeugnisse, für die eine globale Etikettierung ausreicht
      
      (gemäß Artikel 17 Absatz 3)
      
                  1.
               
               
                  Scheuertücher
               
            
                  2.
               
               
                  Putztücher
               
            
                  3.
               
               
                  Bordüren und Besatz
               
            
                  4.
               
               
                  Borten
               
            
                  5.
               
               
                  Gürtel
               
            
                  6.
               
               
                  Hosenträger
               
            
                  7.
               
               
                  Strumpf- und Sockenhalter
               
            
                  8.
               
               
                  Schnürsenkel
               
            
                  9.
               
               
                  Bänder
               
            
                  10.
               
               
                  Gummielastische Bänder
               
            
                  11.
               
               
                  Verpackungsmaterial, neu und als solches verkauft
               
            
                  12.
               
               
                  Schnüre für Verpackungen und landwirtschaftliche Verwendungszwecke; Schnüre, Seile und Taue, die nicht unter Anhang V Nummer 37 fallen (1)
                  
               
            
                  13.
               
               
                  Deckchen
               
            
                  14.
               
               
                  Taschentücher und Ziertaschentücher
               
            
                  15.
               
               
                  Haarnetze
               
            
                  16.
               
               
                  Krawatten und Fliegen für Kinder
               
            
                  17.
               
               
                  Lätzchen, Seiflappen und Waschhandschuhe
               
            
                  18.
               
               
                  Nähgarne, Stopfgarne und Stickgarne, die in kleinen Einheiten für den Einzelverkauf aufgemacht sind und deren Nettogewicht 1 g nicht überschreitet
               
            
                  19.
               
               
                  Gurte für Vorhänge und Jalousien
               
            
         (1)  Für Erzeugnisse gemäß dieser Nummer, die als Schnittstücke verkauft werden, ist die globale Etikettierung diejenige der Rolle. Zu Seilen und Tauen gemäß dieser Nummer zählen insbesondere Seile und Taue für den Alpinismus und den Wassersport.
   
   
      ANHANG VII
      
         Bei der Bestimmung der Faserzusammensetzung nicht zu berücksichtigende Artikel
      
      (gemäß Artikel 19 Absatz 2)
      
                  Erzeugnisse
               
               
                  Ausgenommene Artikel
               
            
                  
                              a)
                           
                           
                              Alle Textilerzeugnisse:
                           
                        
               
                  
                              i)
                           
                           
                              nicht textile Teile, Webkanten, Etiketten und Abzeichen, Bordüren und Besatz, die nicht Bestandteil des Erzeugnisses sind, mit Textilien überzogene Knöpfe und Schnallen, Zubehör, Schmuckbesatz, nichtelastische Bänder, an bestimmten, eng begrenzten Stellen eingearbeitete elastische Fäden und Bänder sowie, unter den in Artikel 10 genannten Bedingungen, sichtbare und isolierbare Fasern rein dekorativer Funktion und Fasern mit antistatischer Wirkung
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              Fettstoffe, Bindemittel, Beschwerungen, Appreturen, Imprägniermittel, zusätzliche Färbe- und Druckhilfsmittel sowie sonstige Textilbearbeitungserzeugnisse
                           
                        
            
                  
                              b)
                           
                           
                              Fußbodenbeläge und Teppiche:
                           
                        
               
                  sämtliche Teile außer der Nutzschicht
               
            
                  
                              c)
                           
                           
                              Polstergewebe:
                           
                        
               
                  Binde- und Füllketten sowie Binde- und Füllschüsse, die nicht Teil der Nutzschicht sind
               
            
                  
                              d)
                           
                           
                              Vorhänge, Gardinen und Übergardinen:
                           
                        
               
                  Binde- und Füllketten sowie Binde- und Füllschüsse, die nicht Teil der Vorderseite des Stoffes sind
               
            
                  
                              e)
                           
                           
                              Socken:
                           
                        
               
                  Zusätzliches Elastikgarn im Bündchen sowie Verstärkungsgarn an Zehen und Ferse
               
            
                  
                              f)
                           
                           
                              Strumpfhosen:
                           
                        
               
                  Zusätzliches Elastikgarn im Bündchen sowie Verstärkungsgarn an Zehen und Ferse
               
            
                  
                              g)
                           
                           
                              Andere als die unter den Buchstaben b bis f genannten Textilerzeugnisse:
                           
                        
               
                  Grundschichten, Versteifungen, Verstärkungen, Einlagestoffe und Bespannungen, Näh- und Verbindungsfäden, sofern sie nicht die Kette und/oder den Schuss des Gewebes ersetzen, Polsterungen, die anderen Zwecken als denen der Wärmehaltung dienen, sowie — vorbehaltlich Artikel 11 Absatz 2 — Futterstoffe
                  Im Sinne dieser Bestimmung
                  
                              i)
                           
                           
                              gelten nicht als auszusondernde Versteifungen: die Grundschichten von Textilerzeugnissen, die als Grundlage für die Nutzschicht dienen, vor allem die Grundgewebe von Decken sowie Doppelgeweben und die Grundschichten von Erzeugnissen aus Samt oder Plüsch und ähnlichen Stoffen;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              gelten als Verstärkung: Fäden oder Stoffe, die an bestimmten, eng begrenzten Stellen des Textilerzeugnisses angebracht werden, um sie zu verstärken, zu versteifen oder zu verdicken.
                           
                        
            
   
      ANHANG VIII
      
         Methoden für die quantitative Analyse von binären und ternären Textilfasergemischen
      
      (gemäß Artikel 19 Absatz 1)
      KAPITEL 1
      I.   Vorbereitung der Vorproben und der Analyseproben zur Bestimmung der Zusammensetzung von Textilerzeugnissen
      
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Kapitel enthält allgemeine Hinweise für die Herstellung von Vorproben geeigneter Größe (d. h. nicht über 100 g) zur Vorbehandlung für quantitative Analysen aus Laboratoriumssammelproben sowie für die Auswahl von Analyseproben aus Vorproben, aus denen die nichtfaserigen Bestandteile in einer Vorbehandlung entfernt worden sind (1).
      2.   DEFINITIONEN
      2.1.   „Prüfgut“
      Diejenige Materialmenge, die aufgrund einer Reihe von Untersuchungsergebnissen beurteilt werden soll. Dazu kann zum Beispiel das gesamte Material einer Stofflieferung gehören, das gesamte von einer bestimmten Maschine gewebte Gewebe, eine Sendung Garne oder ein Ballen bzw. eine aus mehreren Ballen bestehende Lieferung.
      2.2.   „Laboratoriumssammelprobe“
      Teil des Prüfguts, der als repräsentativ aus der Gesamtmenge entnommen worden ist und an das Laboratorium eingesandt wird. Größe und Art der Laboratoriumssammelprobe sind so zu wählen, dass sie die Schwankungen innerhalb der Lieferung richtig wiedergibt und im Laboratorium leicht zu handhaben ist (2).
      2.3.   „Vorprobe“
      Teil der Laboratoriumssammelprobe, aus dem in einer Vorbehandlung die nichtfaserigen Bestandteile entfernt und anschließend die Analyseproben entnommen werden. Größe und Art der Vorprobe sind so zu wählen, dass sie die Schwankungen innerhalb der Laboratoriumssammelprobe richtig wiedergibt (3).
      2.4.   „Analyseprobe“
      Teil der Vorprobe, der für die quantitative Einzelanalyse erforderlich ist.
      3.   PRINZIP
      Die Vorprobe wird so ausgewählt, dass sie die Laboratoriumssammelprobe repräsentiert.
      Die Analyseproben werden aus der Vorprobe so ausgewählt, dass sie die letztere repräsentieren.
      4.   PROBENAHME AUS LOSEN FASERN
      4.1.   Ungerichtete Fasern
      Die Vorprobe wird aus zufallsbedingt der Laboratoriumssammelprobe entnommenen Büscheln zusammengestellt. Die gesamte Vorprobe wird gründlich mit Hilfe einer Laboratoriumskrempel gemischt (4). Der Krempelflor sowie die noch in der Krempel hängenden Fasern und der aus der Krempel herausgefallene Faserbruch werden vorbehandelt. Anschließend werden die Analyseproben im jeweiligen Gewichtsverhältnis aus dem Krempelflor, den anhängenden Fasern und den herausgefallenen Fasern entnommen.
      Bleibt die Form des Krempelflors durch die Vorbehandlung im Wesentlichen unverändert, so werden die Analyseproben in der unter Nummer 4.2 beschriebenen Weise entnommen. Wird der Krempelflor durch die Vorbehandlung zerstört, so werden für die Restproben nach dem Zufallsprinzip mindestens 16 kleine Büschel von geeigneter und unter sich möglichst gleicher Größe aus der vorbehandelten Probe herausgenommen und zu einer Probe zusammengefasst.
      4.2.   Gerichtete Fasern (Krempelflor, Kammzug, Vorgarne)
      Aus zufällig ausgewählten Teilen der Laboratoriumssammelprobe werden mindestens 10 Schnittproben zu je etwa 1 g hergestellt. Die auf diese Weise erhaltene Vorprobe wird vorbehandelt. Dann werden die Schnittproben Kante an Kante aneinandergelegt und daraus die Analyseproben in der Weise hergestellt, dass jeweils ein Schnitt so durch die Muster gelegt wird, dass von jeder der 10 Längen ein Teil erfasst wird.
      5.   PROBENAHME AUS GARNEN
      5.1.   Garne auf Hülsen oder in Strängen
      Es müssen alle Hülsen oder Stränge der Laboratoriumssammelprobe verwendet werden.
      Man entnimmt jeder Hülse oder jedem Strang entsprechend zusammenhängende Fäden gleicher Länge, indem man Stränge gleicher Zahl auf eine Haspel (5) aufwindet, oder auf andere Weise. Die einzelnen Längen werden zu einem einzigen Strang oder Kabel zusammengelegt, wobei darauf zu achten ist, dass in jedem Strang oder Kabel immer gleiche Fadenlängen von jeder Hülse oder jedem Strang vorhanden sind.
      Die auf diese Weise erhaltene Vorprobe wird vorbehandelt.
      Zur Entnahme von Analyseproben aus der vorbehandelten Vorprobe werden Fadenabschnitte gleicher Menge aus dem Strang oder Kabel herausgenommen; dabei ist darauf zu achten, dass keiner der darin enthaltenen Fäden ausgelassen wird.
      Ist t die Feinheit in „Tex“ und n die Anzahl der Hülsen oder Stränge der Laboratoriumssammelprobe, so beträgt die Fadenlänge von jeder Hülse oder jedem Strang, die eine Vorprobe von 10 g ergibt, 106/nt cm.
      Ist nt sehr hoch, zum Beispiel über 2 000, so wird ein schwerer Fadenstrang aufgewunden und in zwei Teile zerschnitten, um einen Strang von geeignetem Gewicht herzustellen. Die Enden einer Probe in Strangform sind vor Beginn der Vorbehandlung sorgfältig zusammenzubinden; die Analyseproben sind an einer Stelle zu entnehmen, die von dem abgebundenen Ende genügend weit entfernt ist.
      5.2.   Kettfäden
      Die Vorprobe wird in der Weise entnommen, dass man vom Ende der Kette ein Stück abschneidet, das mindestens 20 cm lang ist und alle Kettfäden mit Ausnahme der Webkante enthält, die verworfen wird. Ist die Probe zu schwer, um im Ganzen vorbehandelt zu werden, so wird sie in zwei oder mehr Teile unterteilt, wobei jedes Teil vor der Vorbehandlung zusammengebunden wird. Die einzelnen Teile werden getrennt vorbehandelt und danach wieder zusammengefasst. Von der Vorprobe wird eine Analyseprobe von passender Länge in genügendem Abstand von der Bündelung abgeschnitten, wobei darauf zu achten ist, dass keiner der Kettfäden ausgelassen wird. Bei einer Kette mit n Fäden der Feinheit t in „Tex“ beträgt die Länge einer Probe von 1 g Gewicht 105/nt cm.
      6.   PROBENAHME AUS TEXTILEN FLÄCHENGEBILDEN
      6.1.   Laboratoriumssammelprobe bestehend aus einem einzigen repräsentativen Abschnitt
      Man schneidet einen diagonalen Streifen von Ecke zu Ecke und entfernt die Webkanten. Dieser Streifen ist die Vorprobe. Für eine Vorprobe von x g beträgt die Fläche des Streifens x104/G cm2. G = Flächengewicht des Gewebes in g/m2.
      Nach der Vorbehandlung zerschneidet man den Streifen quer zur Länge in vier gleiche Teile und legt diese übereinander. Man entnimmt Analyseproben aus einem beliebigen Teil des übereinander geschichteten Materials, indem man alle Lagen in der Weise durchschneidet, dass man von jeder Lage eine Analyseprobe mit gleicher Länge erhält.
      Enthält der Stoff ein gewebtes Muster, so darf die Breite der Vorprobe, parallel zur Richtung der Kette gemessen, nicht kleiner sein als eine Wiederholung des Musters in der Kette. Ist unter diesen Bedingungen die Vorprobe zu groß, um im Ganzen vorbehandelt zu werden, so muss sie in gleiche Teile zerschnitten werden, die getrennt vorzubehandeln sind; diese Teile sind vor der Herstellung der Analyseprobe übereinanderzulegen, doch ist darauf zu achten, dass entsprechende Teile des Musters nicht zusammenfallen.
      6.2.   Laboratoriumssammelproben, die aus mehreren Stoffabschnitten bestehen
      Jeder Abschnitt wird gemäß 6.1 analysiert; die Ergebnisse werden getrennt angegeben.
      7.   PROBENAHME VON KONFEKTIONSARTIKELN UND ENDERZEUGNISSEN
      Die Laboratoriumssammelprobe besteht in der Regel aus einem ganzen Konfektionsartikel bzw. Enderzeugnis oder aus einem repräsentativen Teilstück desselben.
      Gegebenenfalls ist der Prozentsatz der verschiedenen Teile zu bestimmen, die nicht denselben Fasergehalt haben, damit festgestellt werden kann, ob Artikel 11 eingehalten ist.
      Dem Teil des Konfektionsartikels bzw. des Enderzeugnisses, dessen Zusammensetzung durch ein Etikett gekennzeichnet werden muss, ist eine repräsentative Vorprobe zu entnehmen. Trägt das Erzeugnis mehrere Etiketten, so müssen repräsentative Vorproben aus jedem Teil, der durch ein Etikett gekennzeichnet wird, entnommen werden.
      Ist das Erzeugnis, dessen Zusammensetzung bestimmt werden soll, nicht homogen, so kann es erforderlich sein, aus jedem Teil des Erzeugnisses Vorproben zu entnehmen und den verhältnismäßigen Anteil der einzelnen Teile, bezogen auf das ganze Erzeugnis, zu bestimmen.
      Die Prozentsätze werden dann unter Berücksichtigung der verhältnismäßigen Anteile der untersuchten Teile errechnet.
      Diese Vorproben werden vorbehandelt.
      Anschließend werden den vorbehandelten Vorproben repräsentative Analyseproben entnommen.
      II.   Einführung in die Methoden für die quantitative Analyse von Textilfasergemischen
      
      Die quantitativen Analysemethoden bei Textilfasergemischen stützen sich hauptsächlich auf zwei Verfahren, nämlich auf das der manuellen Trennung und das der chemischen Trennung der Fasern.
      Dem manuellen Trennverfahren sollte nach Möglichkeit der Vorzug gegeben werden, denn im Allgemeinen führt es zu genaueren Ergebnissen als das chemische Verfahren. Das manuelle Verfahren lässt sich auf alle Textilerzeugnisse, bei denen die dieses Erzeugnis bildenden Fasern kein untrennbares Gemisch darstellen, anwenden, z. B. auf die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Garne, bei denen die einzelnen Bestandteile aus einer einzigen Faserart gebildet werden, sowie auf Gewebe, bei denen die Kette aus einer anderen Faser als der Schuss besteht, oder auf Gewirke, die aus verschiedenartigen Garnen zusammengesetzt sind.
      In der Regel stützt sich die quantitative chemische Analysemethode bei Textilfasergemischen auf die selektive Auflösbarkeit der Einzelbestandteile des Gemischs. Nach Entfernung eines Bestandteils wird der unlösliche Rückstand gewogen, und der Anteil des löslichen Bestandteils wird unter Zugrundelegung des Gewichtsverlusts berechnet. In diesem ersten Teil des Anhangs werden die Angaben, die sich generell bei einer Analyse nach diesem Verfahren ergeben und für die im vorliegenden Anhang genannten Fasergemische jeder Zusammensetzung gelten, zusammengestellt. Er muss daher in Verbindung mit den nachfolgenden einzelnen Abschnitten des Anhangs benutzt werden, die ausführliche Verfahren für besondere Fasergemische enthalten. Es kann vorkommen, dass bestimmte chemische Analysen auf anderen Prinzipien als dem der selektiven Auflösbarkeit beruhen. In diesem Fall werden in dem entsprechenden Teil der einschlägigen Methode ausführliche Angaben hierüber gemacht.
      Die während der Herstellung der Textilerzeugnisse benutzten Fasergemische und in geringerem Maße auch die Fasergemische in den fertigen Textilien können oftmals als natürliche Beimengungen oder zur Erleichterung des Verarbeitungsvorgangs Fette, Wachse oder Hilfsstoffe bzw. wasserlösliche Stoffe enthalten. Diese nicht zur Faser gehörenden Stoffe müssen vor der Analyse ausgesondert werden. Aus diesem Grund wird ebenfalls eine Methode der Vorbehandlung zwecks Entfernung von Ölen, Fetten, Wachsen und wasserlöslichen Stoffen angegeben.
      Textilien können ferner Harze oder andere Stoffe enthalten, die ihnen bestimmte Eigenschaften verleihen sollen. Diese Stoffe, zu denen in Ausnahmefällen auch Farbstoffe gehören, können die Einwirkung des Reagenzes auf die löslichen Bestandteile beeinträchtigen bzw. teilweise oder vollständig durch das Reagenz beseitigt werden. Diese Zusatzstoffe können somit Fehler hervorrufen und müssen vor der Analyse der Probe ausgeschieden werden. Ist dies unmöglich, so sind die in diesem Anhang beschriebenen Methoden für die quantitative Analyse nicht mehr anwendbar.
      Farbstoffe in gefärbten Fasern werden als fester Bestandteil der Faser angesehen und nicht entfernt.
      Bei diesen Analysen wird von der Trockenmasse ausgegangen, weshalb ein Verfahren zur Bestimmung der Trockenmasse angegeben wird.
      Bei der Ergebnisdarstellung werden zur Trockenmasse der einzelnen Fasern die in Anhang IX angegebenen Zuschläge zugerechnet.
      Die in dem Gemisch enthaltenen Fasern sind vor der Analyse zu identifizieren. Bei bestimmten Methoden kann der unlösliche Bestandteil von Gemischen teilweise in dem Reagenz aufgelöst werden, das zur Auflösung des löslichen Bestandteils bzw. der löslichen Bestandteile verwendet wird.
      Nach Möglichkeit wurden die Reagenzien so gewählt, dass sie nur einen geringen oder überhaupt keinen Einfluss auf die unlöslichen Fasern haben. Ist bei der Analyse mit einem Gewichtsverlust zu rechnen, so müssen die Ergebnisse entsprechend korrigiert werden; Korrekturfaktoren hierfür sind angegeben. Diese wurden in mehreren Laboratorien dadurch bestimmt, dass durch Vorbehandlung gereinigte Fasern mit dem entsprechenden Reagenz unter Befolgung der Analysemethode behandelt wurden.
      Diese Korrekturfaktoren gelten nur für normale Fasern, und weitere Korrekturfaktoren können erforderlich sein, wenn die Fasern vor oder während der Verarbeitung nicht intakt geblieben sind. Die angegebenen chemischen Analysemethoden gelten für Einzelanalysen.
      Es muss sowohl beim manuellen Trennungsverfahren als auch beim chemischen Trennungsverfahren mindestens an zwei getrennten Analyseproben je eine Analyse durchgeführt werden.
      In Zweifelsfällen muss, sofern dies nicht technisch unmöglich ist, eine weitere Analyse durchgeführt werden, und zwar nach einem Verfahren, mit dem sich die bei dem ersten Verfahren als Rückstand gebildete Faser auflösen lässt.
      KAPITEL 2
      
         METHODEN FÜR DIE QUANTITATIVE ANALYSE VON BESTIMMTEN BINÄREN TEXTILFASERGEMISCHEN
      
      I.   Allgemeine Angaben zu den Methoden für die quantitative chemische Analyse von Textilfasergemischen
      
      I.1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Unter dem „Anwendungsbereich“ jeder Methode werden die Fasern aufgeführt, auf die sie anzuwenden ist.
      I.2.   PRINZIP
      Nach Identifizierung der einzelnen Bestandteile eines Fasergemischs werden zunächst durch eine entsprechende Vorbehandlung die nichtfaserigen Bestandteile entfernt, sodann wird einer der Bestandteile entfernt, und zwar in der Regel durch selektive Auflösung (6). Der unlösliche Rückstand wird gewogen und der Anteil des löslichen Bestandteils wird aus dem Gewichtsverlust berechnet. Außer bei technischen Schwierigkeiten ist vorzugsweise die in größerer Menge vorhandene Faser aufzulösen, damit man die in geringerer Menge vorhandene Faser als Rückstand erhält.
      I.3.   ERFORDERLICHES MATERIAL
      I.3.1.   Geräte
      I.3.1.1.   Filtertiegel und Wägegläser zum Einsetzen von Tiegeln oder andere gleichwertige Geräte
      I.3.1.2.   Absaugflasche
      I.3.1.3.   Exsikkator mit gefärbtem Kieselgel als Feuchtigkeitsindikator
      I.3.1.4.   Trockenofen mit Ventilator zur Trocknung der Analyseproben bei 105 ± 3 °C
      I.3.1.5.   Analysenwaage, Empfindlichkeit 0,0002 g
      I.3.1.6.   Soxhlet-Extraktionsapparat oder gleichwertige Apparatur
      I.3.2.   Reagenzien
      I.3.2.1.   Petrolether, nachdestilliert, Siedebereich 40 bis 60 °C
      I.3.2.2.   Sonstige Reagenzien sind in dem entsprechenden Teil der Methode angegeben.
      I.3.2.3.   Destilliertes oder entionisiertes Wasser
      I.3.2.4.   Aceton.
      I.3.2.5.   Orthophosphorsäure
      I.3.2.6.   Harnstoff
      I.3.2.7.   Natriumbicarbonat
      Alle Reagenzien müssen chemisch rein sein.
      I.4.   KONDITIONIERUNGS- UND ANALYSEATMOSPHÄRE
      Da die Trockenmasse bestimmt wird, ist weder eine Konditionierung der Probe noch eine Untersuchung in klimatisierter Atmosphäre erforderlich.
      I.5.   VORPROBE
      Es wird eine für die Laboratoriumsprobe repräsentative Vorprobe gewählt, die für sämtliche erforderlichen Analyseproben von jeweils mindestens 1 g ausreicht.
      I.6.   VORBEHANDLUNG DER VORPROBE (7)
      
      Ist einer der bei der Berechnung der Prozentsätze nicht zu berücksichtigenden Bestandteile vorhanden (siehe Artikel 19), so ist dieser zunächst durch eine geeignete Methode zu entfernen, die jedoch keinen der Faserbestandteile angreifen darf.
      Zu diesem Zweck werden die mit Hilfe von Petrolether und Wasser extrahierbaren nichtfaserigen Bestandteile entfernt, indem die Vorprobe im Soxhlet-Apparat mit Petrolether während einer Stunde und mit mindestens sechs Umläufen pro Stunde behandelt wird. Anschließend wird der Petrolether der Vorprobe verdampft; danach wird die Vorprobe durch Direktbehandlung extrahiert, das heißt durch einstündiges Eintauchen in Wasser bei Zimmertemperatur mit darauf folgendem einstündigen Eintauchen in Wasser bei 65 °C ± 5 °C unter zeitweiligem Schütteln, Flottenverhältnis 1:100. Danach wird das überschüssige Wasser durch Ausquetschen, Absaugen oder Zentrifugieren entfernt, bis die Probe lufttrocken ist.
      Bei Elastolefin oder Fasergemischen, die Elastolefin und andere Fasern enthalten (Wolle, Tierhaare, Seide, Baumwolle, Flachs bzw. Leinen, Hanf, Jute, Manila, Alfa, Kokos, Ginster, Ramie, Sisal, Cupro, Modal, regenerierte Proteinfasern, Viskose, Polyacryl, Polyamid oder Nylon, Polyester, Elastomultiester), ist das oben beschriebene Verfahren dahingehend leicht abzuändern, dass Petrolether durch Aceton ersetzt wird.
      Bei binären Fasergemischen, die Elastolefin und Acetat enthalten, ist folgende Vorbehandlung durchzuführen. Die Vorprobe wird 10 Minuten lang bei 80 °C mit einer Lösung extrahiert, die 25 g/l 50 %ige Orthophosphorsäure und 50 g/l Harnstoff enthält, Flottenverhältnis 1:100. Die Vorprobe wird in Wasser gewaschen, danach lässt man sie abtropfen und wäscht sie in einer 0,1 %igen Natriumbicarbonat-Lösung sowie abschließend vorsichtig in Wasser.
      Falls die nichtfaserigen Bestandteile nicht mit Hilfe von Petrolether und Wasser extrahiert werden können, so müssen sie anstatt mit Wasser, wie oben beschrieben, mit einem geeigneten Stoff entfernt werden, der keinen der Faserbestandteile wesentlich verändert. Bei einigen ungebleichten natürlichen Pflanzenfasern (wie zum Beispiel Jute- oder Kokosfasern) ist zu beachten, dass durch die normale Vorbehandlung mit Petrolether und Wasser nicht alle natürlichen nichtfaserigen Bestandteile beseitigt werden. Trotzdem werden keine weiteren Vorbehandlungen vorgenommen, soweit die Probe keine in Petrolether und in Wasser unlöslichen Appreturen enthält.
      In den Analysenberichten müssen die gewählten Vorbehandlungsmethoden eingehend geschildert werden.
      I.7.   ANALYSENGANG
      I.7.1.   Allgemeine Anweisungen
      I.7.1.1.   Trocknung
      Alle Trocknungsvorgänge sind mindestens 4 Stunden, jedoch nicht mehr als 16 Stunden bei 105 °C ± 3 °C in einem belüfteten Ofen bei geschlossener Ofentür durchzuführen. Beträgt die Trocknungsdauer weniger als 14 Stunden, muss überprüft werden, ob ein konstantes Gewicht erreicht wurde. Dieses Gewicht kann als erreicht gelten, wenn der Gewichtsunterschied nach einer neuen Trocknung von 60 Minuten weniger als 0,05 % beträgt.
      Die Filtertiegel und Wägegläser sowie die Proben oder die Rückstände sollen während des Trocknungs-, Abkühlungs- und Wägevorgangs nicht mit bloßen Händen berührt werden.
      Die Analyseproben werden in einem Wägeglas mit abgenommenem Stopfen getrocknet. Nach der Trocknung wird das Wägeglas vor Herausnahme aus dem Ofen geschlossen und so schnell wie möglich in den Exsikkator gebracht.
      Der Filtertiegel wird in einem Wägeglas zusammen mit dessen abgenommenen Stopfen im Ofen getrocknet. Nach der Trocknung wird das Wägeglas verschlossen und so schnell wie möglich in den Exsikkator gestellt.
      Wird ein anderes Gerät als der Filtertiegel verwendet, so trocknet man im Trockenofen, um das Trockengewicht der Fasern ohne Verlust zu bestimmen.
      I.7.1.2.   Kühlung
      Alle Kühlvorgänge werden in dem neben der Waage aufgestellten Exsikkator ausreichend lange durchgeführt, um ein völliges Abkühlen der Wägegläser zu erreichen, wobei die Abkühldauer mindestens 2 Stunden beträgt.
      I.7.1.3.   Wägung
      Nach dem Kühlen wird das Wägeglas innerhalb von zwei Minuten nach Herausnahme aus dem Exsikkator gewogen. Wägegenauigkeit 0,0002 g.
      I.7.2.   Analysengang
      Man entnimmt aus der vorbehandelten Vorprobe eine Analyseprobe von mindestens 1 g. Das Garn oder die Gewebe werden in Längen von etwa 10 mm ausgeschnitten und soweit wie möglich zerlegt (zerschnitten). Die Analyseprobe wird in einem Wägeglas getrocknet, im Exsikkator gekühlt und gewogen. Die Probe wird in ein Glasgefäß gegeben, das im entsprechenden Teil der Unionsmethode beschrieben ist, anschließend wird das Wägeglas sofort wieder gewogen und das Trockengewicht der Probe durch Differenzbildung ermittelt. Die Analyse wird gemäß den Angaben in dem entsprechenden Teil der Methode zu Ende geführt. Der Rückstand wird mikroskopisch geprüft, um festzustellen, ob durch die Behandlung die lösliche Faser völlig ausgesondert worden ist.
      I.8.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Das Gewicht des unlöslichen Bestandteils wird als Prozentsatz des Gesamtgewichts der im Gemisch enthaltenen Fasern ausgedrückt. Der Prozentsatz des löslichen Faseranteils ergibt sich aus der Differenz. Die Ergebnisberechnung erfolgt auf der Basis der Trockengewichte der reinen Fasern, wobei zum einen vereinbarte Zuschläge, zum anderen Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der Verluste bei der Vorbehandlung und der Analyse angewendet werden. Diese Berechnungen erfolgen nach der unter Nummer I.8.2 angegebenen Formel.
      I.8.1.   Berechnung des prozentualen Gewichtsanteils der trockenen und reinen unlöslichen Bestandteile ohne Berücksichtigung des Gewichtsverlusts der Fasern bei der Vorbehandlung
      
         
      Dabei ist:
      
                  P1%
               
               
                  der Prozentsatz des trockenen, reinen unlöslichen Faseranteils;
               
            
                  m
               
               
                  die Trockenmasse der Analyseprobe nach der Vorbehandlung;
               
            
                  r
               
               
                  die Masse des trockenen Rückstands;
               
            
                  d
               
               
                  der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Gewichtsverlusts der unlöslichen Bestandteile im Reagenz bei der Analyse. Geeignete Werte für „d“ sind im entsprechenden Textteil der einzelnen Methoden anzugeben.
               
            Selbstverständlich gelten die im Normalfall anwendbaren „d“-Werte nicht für chemisch angegriffene Fasern.
      I.8.2.   Berechnung des Prozentsatzes der unlöslichen Komponente nach Anwendung der vereinbarten Zuschläge und etwaiger Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung des Gewichtsverlusts durch die Vorbehandlung
      
         
      Dabei ist:
      
                  P1A%
               
               
                  der Prozentsatz des unlöslichen Faseranteils unter Berücksichtigung des vereinbarten Zuschlags und des Gewichtsverlusts durch die Vorbehandlung;
               
            
                  P1
                  
               
               
                  der Prozentsatz des unlöslichen, trockenen und reinen Faseranteils, errechnet aus der Formel nach I.8.1;
               
            
                  a1
                  
               
               
                  der vereinbarte Zuschlag für den unlöslichen Anteil (siehe Anhang IX);
               
            
                  a2
                  
               
               
                  der vereinbarte Zuschlag für den löslichen Anteil (siehe Anhang IX);
               
            
                  b1
                  
               
               
                  der prozentuale Gewichtsverlust des unlöslichen Faseranteils durch die Vorbehandlung;
               
            
                  b2
                  
               
               
                  der prozentuale Gewichtsverlust des löslichen Faseranteils durch die Vorbehandlung.
               
            Der Prozentsatz der zweiten Komponente (P2A %) beträgt 100 – P1A %.
      Bei Anwendung einer besonderen Vorbehandlung müssen die Werte b1 und b2 nach Möglichkeit dadurch bestimmt werden, dass alle reinen Faserbestandteile der bei der Analyse angewandten Vorbehandlung unterworfen werden. Als reine Fasern gelten die Fasern, die frei von jeglichen nichtfaserhaltigen Stoffen sind, mit Ausnahme derjenigen Stoffe, die sie normalerweise (aufgrund ihrer Beschaffenheit und des Herstellungsprozesses) in dem Zustand (ungebleicht, gebleicht) enthalten, in dem sich die zu analysierende Ware befindet.
      Verfügt man nicht getrennt über reine Faserbestandteile, die zur Herstellung der zu analysierenden Ware gedient haben, so sind für b1 und b2 Durchschnittswerte zugrunde zu legen, die aus der Prüfung ähnlicher Fasern ermittelt wurden, wie sie das untersuchte Gemisch enthält.
      Wird die normale Vorbehandlung durch Extraktion mit Petrolether und mit Wasser durchgeführt, so kann man im Allgemeinen auf die Korrekturfaktoren b1 und b2 verzichten, außer im Fall von ungebleichter Baumwolle, ungebleichtem Flachs bzw. Leinen und ungebleichtem Hanf, für die ein durch die Vorbehandlung bedingter Gewichtsverlust von 4 %, im Fall von Polypropylen ein solcher von 1 %, konventionell festgelegt ist.
      Im Fall anderer Fasern wird konventionell festgelegt, dass der durch die Vorbehandlung bedingte Gewichtsverlust für die Berechnung unberücksichtigt bleibt.
      II.   Methode der quantitativen Analyse durch manuelle Trennung
      
      II.1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Die Methode lässt sich auf Fasergemische beliebiger Beschaffenheit anwenden, vorausgesetzt, dass sie kein untrennbares Gemisch darstellen und dass sie sich manuell trennen lassen.
      II.2.   PRINZIP
      Nach Identifizierung der einzelnen Bestandteile der Fasergemische werden zunächst die nicht faserhaltigen Bestandteile durch eine geeignete Vorbehandlung ausgesondert, anschließend die Fasern von Hand getrennt, getrocknet und zwecks Berechnung des Anteils der einzelnen Faserarten am Gemisch gewogen.
      II.3.   GERÄTE
      II.3.1.   Wägeglas bzw. andere Geräte, die gleichartige Ergebnisse liefern
      II.3.2.   Exsikkator mit gefärbtem Kieselgel als Feuchtigkeitsindikator
      II.3.3.   Trockenofen mit Ventilator zur Trocknung der Analyseproben bei 105 ± 3 °C
      II.3.4.   Analysenwaage, Empfindlichkeit 0,0002 g
      II.3.5.   Soxhlet-Extraktionsapparat oder andere Geräte, die ein gleichartiges Ergebnis liefern
      II.3.6.   Nadel
      II.3.7.   Garndrehungszähler oder gleichwertige Apparatur
      II.4.   Reagenzien
      II.4.1.   Petrolether, nachdestilliert, Siedebereich 40 bis 60 °C
      II.4.2.   Destilliertes oder entionisiertes Wasser
      II.4.3.   Aceton
      II.4.4.   Orthophosphorsäure
      II.4.5.   Harnstoff
      II.4.6.   Natriumbicarbonat
      Alle Reagenzien müssen chemisch rein sein.
      II.5.   KONDITIONIERUNGS- UND ANALYSENATMOSPHÄRE
      Siehe Nummer I.4.
      II.6.   VORPROBE
      Siehe Nummer I.5.
      II.7.   VORBEHANDLUNG DER VORPROBE
      Siehe Nummer I.6.
      II.8.   ANALYSENGANG
      II.8.1.   Analyse von Garnen
      Eine Analyseprobe von mindestens 1 g wird aus einer vorbehandelten Probe entnommen; Bei sehr feinen Garnen kann die Analyse ungeachtet des Gewichts auf einer Mindestlänge von 30 m durchgeführt werden.
      Die Garne sind in Stücke von geeigneter Länge zu schneiden; aus diesen sind mit Hilfe einer Präpariernadel und, falls erforderlich, mit Hilfe des Garndrehungszählers die einzelnen Elemente herauszutrennen. Die auf diese Weise herausgetrennten Elemente werden dann in ein tariertes Wägeglas gegeben und bei 105 °C ± 3 °C getrocknet, bis ein konstantes Gewicht gemäß I.7.1 und I.7.2 erreicht ist.
      II.8.2.   Analyse eines Gewebes
      Eine Analyseprobe von mindestens 1 g wird aus einer vorbehandelten Vorprobe entnommen, die Analyseprobe wird so ausgeschnitten, dass sie außerhalb der Webkante liegt, exakt geschnittene Ränder ohne Kräuselung aufweist und parallel zu Schuss und Kette bzw. bei Gewirken gleichlaufend längs und quer zu den Maschenreihen geschnitten ist. Die einzelnen Garne werden getrennt und in tarierten Wägegläsern gesammelt; dann wird wie unter Nummer II.8.1 vorgegangen.
      II.9.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Das Gewicht jedes Bestandteils wird als Prozentsatz des Gesamtgewichts der im Gemisch enthaltenen Fasern ausgedrückt. Die Berechnung erfolgt auf der Basis des Trockengewichts der reinen Fasern unter Anwendung von vereinbarten Zuschlägen sowie von Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der während der Vorbehandlung aufgetretenen Gewichtsverluste.
      II.9.1.   Berechnung des Prozentsatzes der reinen Trockengewichte ohne Berücksichtigung des Gewichtsverlusts der Fasern durch die Vorbehandlung:
      
         
      
                  P1%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen ersten Faseranteils;
               
            
                  m1
                  
               
               
                  ist die reine Trockenmasse des ersten Faseranteils;
               
            
                  m2
                  
               
               
                  ist die reine Trockenmasse des zweiten Faseranteils.
               
            II.9.2.   Berechnung des Prozentsatzes jeder einzelnen Komponente nach Anwendung der vereinbarten Zuschläge und etwaiger Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung des Gewichtsverlustes durch die Vorbehandlung: siehe Nummer I.8.2.
      III.1.   GENAUIGKEIT DER METHODEN
      Die für jede Methode angegebene Genauigkeit bezieht sich auf die Reproduzierbarkeit (Wiederholstreubereich).
      Die Reproduzierbarkeit ist der Zuverlässigkeitsgrad, d. h. die Einengung der Übereinstimmung zwischen den Versuchsergebnissen, die in verschiedenen Laboratorien oder zu verschiedenen Zeiten erzielt werden, wenn dabei jeweils nach derselben Methode und an demselben homogenen Prüfgut Einzelergebnisse ermittelt werden.
      Die Reproduzierbarkeit wird durch das Konfidenzintervall der Versuchsergebnisse bei einem Konfidenzniveau von 95 % ausgedrückt.
      Somit würde die Abweichung zwischen den Ergebnissen einer in verschiedenen Laboratorien durchgeführten Analysenreihe bei richtiger und normaler Anwendung der Methode auf eine gleichartige homogene Mischung nur in fünf von 100 Fällen das Konfidenzintervall überschreiten.
      III.2.   ANALYSENBERICHT
      III.2.1.   Angabe, ob die Analyse nach der hier beschriebenen Methode durchgeführt worden ist.
      III.2.2.   Detaillierte Angaben über etwaige Spezial-Vorbehandlungen (siehe Nummer I.6).
      III.2.3.   Angabe der Einzelergebnisse sowie des arithmetischen Mittels auf eine Dezimalstelle genau.
      IV.   Besondere Methoden
      
      
         Übersichtstabelle
      
      
                  Methode Nr.
               
               
                  Anwendungsbereich
               
               
                  Reagenz/Beschreibung
               
            
                  Löslicher Bestandteil
               
               
                  Unlöslicher Bestandteil
               
            
                  1.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Aceton
               
            
                  2.
               
               
                  Bestimmte Eiweißfasern
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Hypochlorit
               
            
                  3.
               
               
                  Viskose, Cupro und bestimmte Modalarten
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Ameisensäure-Zinkchlorid
               
            
                  4.
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  80 %ige Ameisensäure
               
            
                  5.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Benzylalkohol
               
            
                  6.
               
               
                  Triacetat oder Polylactid
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Dichlormethan
               
            
                  7.
               
               
                  Bestimmte Zellulosefasern
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  75 %ige Schwefelsäure m/m
               
            
                  8.
               
               
                  Polyacrylfasern, bestimmte Modacrylfasern oder bestimmte Polychloridfasern
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Dimethylformamid
               
            
                  9.
               
               
                  Bestimmte Polychloridfasern
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Schwefelkohlenstoff/Aceton (55,5/44,5 %) v/v
               
            
                  10.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Eisessig
               
            
                  11.
               
               
                  Seide
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  75 %ige Schwefelsäure m/m
               
            
                  12.
               
               
                  Jute
               
               
                  Bestimmte Fasern tierischen Ursprungs
               
               
                  Stickstoffbestimmungsverfahren
               
            
                  13.
               
               
                  Polypropylen
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Xylol
               
            
                  14.
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Polychloridfasern (auf Homopolymerbasis von Vinylchlorid), Elastolefin oder Melamin
               
               
                  Konzentrierte Schwefelsäure
               
            
                  15.
               
               
                  Polychloridfasern, bestimmte Modacryle, bestimmte Elastane, Acetate, Triacetate
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Cyclohexanon
               
            
                  16.
               
               
                  Melamin
               
               
                  Baumwolle oder Aramid
               
               
                  90 %ige heiße Ameisensäure
               
            METHODE Nr. 1
      
         ACETAT- UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Aceton-Verfahren)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Acetat (19)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Seide (4), Baumwolle (5), Flachs bzw. Leinen (7), Hanf (8), Jute (9), Manila (10), Alfa (11), Kokos (12), Ginster (13), Ramie (14), Sisal (15), Cupro (21), Modal (22), regenerierten Proteinfasern (23), Viskose (25), Polyacryl (26), Polyamid oder Nylon (30), Polyester (35), Elastomultiester (45), Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            Dieses Verfahren ist unter keinen Umständen auf oberflächen-entacetylierte Acetatfasern anwendbar.
      2.   PRINZIP
      Die Acetatfasern werden mittels Aceton aus einer bekannten Trockenmasse herausgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der Anteil an trockenen Acetatfasern wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen.
      3.2.   Reagenz
      Aceton.
      4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Der Analyseprobe, die sich in einem mindestens 200 ml fassenden Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen befindet, werden 100 ml Aceton je Gramm Analyseprobe zugegeben; der Kolben wird geschüttelt und 30 Minuten lang bei Raumtemperatur unter zeitweiligem Schütteln stehengelassen; anschließend wird die Flüssigkeit über einen gewogenen Glasfiltertiegel dekantiert.
      Diese Behandlung wird noch zweimal wiederholt (insgesamt drei Extraktionen), doch jeweils nur 15 Minuten lang, so dass die Gesamtdauer der Acetonbehandlung eine Stunde beträgt. Der Rückstand wird in einen Glasfiltertiegel überführt und danach mit Aceton unter Absaugen ausgewaschen. Der Tiegel wird erneut mit Aceton gefüllt, das man ohne Absaugen von selbst ablaufen lässt.
      Zum Schluss wird der Tiegel durch Absaugen geleert, zusammen mit dem Rückstand getrocknet, gekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00, für Melamin 1,01.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 2
      
         BESTIMMTE EIWEISSFASERN UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Hypochlorit-Verfahren)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  bestimmten Eiweißfasern wie: Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Seide (4) und regenerierte Proteinfasern (23)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Baumwolle (5), Cupro (21), Modal (22), Viskose (25), Polyacryl (26), Polychlorid (27), Polyamid oder Nylon (30), Polyester (35), Polypropylen (37), Elastan (43), Glasfasern (44), Elastomultiester (45), Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            Sind unterschiedliche Eiweißfasern vorhanden, so liefert das Verfahren deren Gesamtmenge, jedoch nicht die prozentualen Anteile.
      2.   PRINZIP
      Die Eiweißfasern werden mit einer Hypochloritlösung aus einer bekannten Trockenmasse herausgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der Anteil an trockenen Eiweißfasern wird durch Differenzbildung ermittelt.
      Für die Herstellung der Hypochloritlösung kann Lithiumhypochlorit oder Natriumhypochlorit verwendet werden.
      Lithiumhypochlorit empfiehlt sich dann, wenn die Zahl der Analysen gering ist oder Analysen in größeren zeitlichen Abständen durchgeführt werden. Der Grund liegt darin, dass festes Lithiumhypochlorit gegenüber Natriumhypochlorit einen nahezu konstanten Hypochloritanteil enthält. Ist dieser Hypochloritanteil bekannt, muss nicht bei jeder Analyse der Hypochloritgehalt jodometrisch überprüft werden, es kann vielmehr mit konstanter Einwaage an Lithiumhypochlorit gearbeitet werden.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 250 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  Thermostat, einstellbar auf 20 °C ± 2 °C.
               
            3.2.   Reagenzien
      a)   Hypochloritreagenz
      i)   Lithiumhypochloritlösung
      Diese besteht aus einer frisch zubereiteten Lösung mit 35 g/l ± 2 g/l) aktivem Chlor (etwa 1 M), der 5 g/l ± 0,5 g/l vorher gelöstes Natriumhydroxid zugegeben wurde. Hierzu werden 100 g Lithiumhypochlorit mit 35 % aktivem Chlor (bzw. 115 g mit 30 % aktivem Chlor) in etwa 700 ml destilliertem Wasser gelöst, 5 g in etwa 200 ml destilliertem Wasser gelöstes Natriumhydroxid hinzugefügt und mit destilliertem Wasser auf 1 Liter aufgefüllt. Die frisch hergestellte Lösung braucht nicht jodometrisch überprüft zu werden.
      ii)   Natriumhypochloritlösung
      Diese besteht aus einer frisch zubereiteten Lösung mit 35 g/l ± 2 g/l aktivem Chlor (etwa 1 M), der 5 g/l ± 0,5 g/l vorher gelöstes Natriumhydroxid zugegeben wurde.
      Vor jeder Analyse ist der Gehalt der Lösung an aktivem Chlor jodometrisch zu überprüfen.
      b)   Verdünnte Essigsäure
      5 ml Eisessig werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.
      4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen: Etwa 1 g der Analyseprobe wird in dem 250-ml-Kolben mit etwa 100 ml der Hypochloritlösung (Lithium- oder Natriumhypochlorit) versetzt und gut geschüttelt, um die Analyseprobe zu benetzen.
      Anschließend wird der Kolben 40 Minuten in einem Thermostat bei 20 °C erwärmt und dabei kontinuierlich oder zumindest in regelmäßigen Abständen geschüttelt. Da die Lösung der Wolle exotherm verläuft, ist die Reaktionswärme durch diese Arbeitsweise zu verteilen und abzuführen. Andernfalls können größere Fehler durch das Anlösen der unlöslichen Fasern entstehen.
      Nach 40 Minuten wird der Inhalt des Kolbens durch einen gewogenen Glasfiltertiegel filtriert; etwa zurückgebliebene Fasern werden durch Auswaschen des Kolbens mit etwas Hypochloritreagenz in den Filtertiegel gespült. Der Filtertiegel wird mittels Unterdruck entleert und der Rückstand nacheinander mit Wasser, verdünnter Essigsäure und wieder mit Wasser gewaschen, wobei der Tiegel nach jeder Flüssigkeitszugabe unter Absaugen entleert wird, jedoch erst, nachdem die Flüssigkeit ohne Absaugen durchgelaufen ist.
      Zum Schluss wird der Tiegel durch Absaugen geleert, zusammen mit dem Rückstand getrocknet, abgekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ hat den Wert 1,00, für Baumwolle, Viskose, Modal und Melamin den Wert 1,01 und für ungebleichte Baumwolle den Wert 1,03.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilfasergemischen liegt das Konfidenzintervall der nach diesem Verfahren ermittelten Ergebnisse bei maximal ± 1 mit einem Konfidenzniveau von 95 %.
      METHODE Nr. 3
      
         VISKOSE, CUPRO ODER BESTIMMTE MODALARTEN UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Verfahren mit Ameisensäure/Zinkchlorid)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Viskose (25) oder Cupro (21) sowie bestimmten Modalarten (22)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Baumwolle (5), Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            Wird die Anwesenheit von Modalfasern festgestellt, so ist ein Vorversuch auszuführen, um zu untersuchen, ob diese im Reagenz löslich sind.
      Das Verfahren gilt nicht für Gemische, bei denen die Baumwolle durch übermäßigen chemischen Angriff verändert worden ist oder die Viskose- oder Cuprofasern durch Anwesenheit bestimmter Farbstoffe, Reagenzien oder Appreturmittel, die nicht vollständig entfernt werden können, nicht mehr vollständig löslich sind.
      2.   PRINZIP
      Die Viskose-, Cupro- oder Modalfasern werden aus einer bekannten Trockenmasse mit einem Reagenz aus Ameisensäure und Zinkchlorid herausgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine berichtigte Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse des Gemischs ausgedrückt. Der Anteil an trockenen Viskose-, Cupro- oder Modalfasern wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  Einrichtung zur Erwärmung des Erlenmeyerkolbens auf 40 °C ± 2 °C.
               
            3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Lösung aus 20 g geschmolzenem wasserfreiem Zinkchlorid und 68 g wasserfreier Ameisensäure, mit Wasser auf 100 g aufgefüllt (d. h. aus 20 Gewichtsteilen geschmolzenem wasserfreiem Zinkchlorid in 80 Gewichtsteilen Ameisensäure, 85 Gewichtsprozent).
                  Anmerkung:
                  In diesem Zusammenhang wird auf Nummer I.3.2.2 hingewiesen, der vorschreibt, dass alle verwendeten Reagenzien chemisch rein sein müssen; außerdem darf ausschließlich geschmolzenes wasserfreies Zinkchlorid verwendet werden.
               
            
                  b)
               
               
                  Ammoniumhydroxydlösung: 20 ml einer konzentrierten Ammoniaklösung (relative Dichte bei 20°C: 0,880) werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.
               
            4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen: Die Probe wird sofort in einen auf 40 °C vorgewärmten Erlenmeyerkolben gegeben und mit 100 ml der auf 40 °C vorgewärmten Ameisensäure-Zinkchloridlösung je Gramm Probe versetzt. Der Kolben wird verschlossen und kräftig geschüttelt. Der Kolben und sein Inhalt werden 2½ Stunden lang bei 40 °C stehengelassen und während dieser Zeit zweimal in Intervallen von je 1 Stunde geschüttelt.
      Der Inhalt des Kolbens wird über einen gewogenen Glasfiltertiegel filtriert; dabei werden etwa am Kolben haftende Fasern mit Reagenzlösung in den Filtertiegel gespült. Mit 20 ml Reagenz, die auf 40 °C vorgewärmt ist, nachspülen.
      Filtertiegel und Rückstand werden gründlich mit Wasser von 40 °C gewaschen. Danach wird der Faserrückstand mit ca. 100 ml kalter Ammoniaklösung (3.2. b) gespült, wobei sichergestellt werden muss, dass dieser Rückstand 10 Minuten lang vollständig in der Lösung eingetaucht bleibt (8); danach wird gründlich mit kaltem Wasser gespült.
      jedoch erst, nachdem die Flüssigkeit ohne Absaugen durchgelaufen ist.
      Zum Schluss wird der noch verbleibende Flüssigkeitsüberschuss durch Absaugen entfernt und Tiegel und Rückstand getrocknet, abgekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,02 für Baumwolle, 1,01 für Melamin und 1,00 für Elastolefin.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 2, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 4
      
         POLYAMID ODER NYLON UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Verfahren mit 80 %iger Ameisensäure)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Polyamid oder Nylon (30)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Baumwolle (5), Cupro (21), Modal (22), Viskose (25), Polyacryl (26), Polychlorid (27), Polyester (35), Polypropylen (37), Glasfasern (44), Elastomultiester (45), Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            Das Verfahren gilt wie vorstehend angegeben für wollhaltige Gemische, doch ist bei einem Wollgehalt von über 25 % die Methode Nr. 2 anzuwenden, d. h. Auflösung der Wolle in einer alkalischen Natriumhypochlorit- oder Lithiumhypochloritlösung.
      2.   PRINZIP
      Das Polyamid oder Nylon wird aus einer bekannten Trockenmasse mittels Ameisensäure herausgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine - erforderlichenfalls berichtigte - Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der Anteil an trockenem Polyamid oder Nylon wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen.
      3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Ameisensäure zu 80 Gewichtsprozent, relative Dichte bei 20 °C: 1,186). 880 ml Ameisensäure zu 90 Gewichtsprozent (relative Dichte bei 20 °C: 1,204) werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt. Alternativ dazu werden 780 ml Ameisensäure zu 98 bis 100 Gewichtsprozent (relative Dichte bei 20 °C: 1,220) werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.
                  Zwischen 77 und 83 Gewichtsprozent Ameisensäure ist die Konzentration nicht kritisch.
               
            
                  b)
               
               
                  Verdünntes Ammoniak: 80 ml konzentriertes Ammoniak (relative Dichte bei 20 °C: 0,880) werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.
               
            4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen: Die Probe wird in einem mindestens 200 ml fassenden Erlenmeyerkolben mit 100 ml Ameisensäure je Gramm Probe versetzt, der Kolben wird verschlossen und geschüttelt, um die Probe vollständig zu benetzen; 15 Minuten bei Raumtemperatur unter zeitweiligem Schütteln stehen lassen. Der Inhalt des Erlenmeyerkolbens wird durch einen gewogenen Glasfiltertiegel filtriert; etwa zurückbleibende Fasern werden durch Auswaschen des Kolbens mit etwas Ameisensäurelösung in den Filtertiegel überführt.
      Der Filtertiegel wird unter Absaugen entleert und der Rückstand nacheinander mit Ameisensäure, warmem Wasser, verdünntem Ammoniak und schließlich mit kaltem Wasser gewaschen, wobei der Tiegel nach jeder Flüssigkeitszugabe unter Absaugen entleert wird, jedoch erst, nachdem die Flüssigkeit ohne Absaugen durchgelaufen ist.
      Zum Schluss wird der Tiegel durch Absaugen geleert, zusammen mit dem Rückstand getrocknet, gekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00, für Melamin 1,01.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 5
      
         ACETAT- UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Benzylalkohol-Verfahren)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Acetat (19)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Triacetat (24), Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            2.   PRINZIP
      Die Acetatfasern werden aus einer bekannten Trockenmasse des Gemischs mit Hilfe von Benzylalkohol von 52 °C ± 2 °C herausgelöst.
      Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse des Gemischs ausgedrückt. Der Anteil an trockenen Acetatfasern wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  mechanischer Schüttler.
               
            
                  c)
               
               
                  Thermostat oder anderes Gerät, das den Kolben einer Temperatur von 52 °C ± 2 °C aussetzen kann.
               
            3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Benzylalkohol;
               
            
                  b)
               
               
                  Ethanol.
               
            4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Der im Erlenmeyerkolben befindlichen Probe werden 100 ml Benzylalkohol je Gramm Probe zugegeben. Der Kolben wird mit einem Stopfen verschlossen und so auf einem Schüttler befestigt, dass er in ein Wasserbad von 52 °C ± 2 °C taucht, wo er mindestens 20 Minuten bei dieser Temperatur geschüttelt wird.
      (Unter Umständen kann der mechanische Schüttler durch kräftiges Schütteln mit der Hand ersetzt werden.)
      Die Flüssigkeit wird über einen gewogenen Glasfiltertiegel dekantiert. Eine neue Portion Benzylalkohol wird hinzugefügt und der Kolben nochmals 20 Minuten lang bei 52 °C ± 2 °C geschüttelt.
      Dann wird über den Filtertiegel dekantiert. Diese Behandlung wird ein drittes Mal wiederholt.
      Danach werden die Flüssigkeit und der Rückstand in den Filtertiegel gegossen. Etwa im Kolben zurückbleibende Fasern werden durch Hinzufügung einer zusätzlichen Menge Benzylalkohol von 52 °C ± 2 °C übergespült. Der Tiegel wird nun vollständig trockengeschleudert. Die Fasern werden in einen Kolben überführt;
      Ethanol wird zum Spülen beigefügt. Nach kräftigem Schütteln mit der Hand wird über den Filtertiegel dekantiert.
      Dieser Spülvorgang ist zwei- oder dreimal zu wiederholen. Der Rückstand wird in den Tiegel überführt und vollständig trockengeschleudert. Filtertiegel und Rückstand werden getrocknet und nach Abkühlung gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00, für Melamin 1,01.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 6
      
         TRIACETAT- ODER POLYLACTIDFASERN UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Dichlormethan-Verfahren)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Triacetat (24) oder Polylactid (34)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Seide (4), Baumwolle (5), Cupro (21), Modal (22), Viskose (25), Polyacryl (26), Polyamid oder Nylon (30), Polyester (35), Glasfasern (44), Elastomultiester (45), Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            Amerkung:
      Triacetatfasern, die durch besondere Behandlung partiell verseift sind, sind im Reagenz nicht mehr voll löslich. In diesem Fall ist das Verfahren nicht anwendbar.
      2.   PRINZIP
      Die Triacetat- oder Polylactidfasern werden aus einer bekannten Trockenmasse mit Hilfe von Dichlormethan herausgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der Anteil an trockenem Triacetat oder Polylactid wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen.
      3.2.   Reagenz
      Dichlormethan.
      4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Die in einem 200-ml-Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen befindliche Analyseprobe wird mit 100 ml Dichlormethan je Gramm Analyseprobe versetzt, der Kolben wird mit dem Stopfen verschlossen, geschüttelt zwecks vollständiger Benetzung der Analyseprobe und 30 Minuten bei Raumtemperatur unter Schütteln in Abständen von 10 Minuten stehengelassen. Die Flüssigkeit wird über einen gewogenen Glasfiltertiegel dekantiert. Es werden 60 ml Dichlormethan in den Kolben mit dem Rückstand gegeben, von Hand geschüttelt und der Inhalt des Kolbens über den Glasfiltertiegel filtriert. Etwa zurückbleibende Fasern werden durch Spülen mit einer kleinen zusätzlichen Menge von Dichlormethan in den Tiegel überführt. Der Tiegel wird unter Absaugen entleert, dann erneut mit Dichlormethan gefüllt, das man vollständig ablaufen lässt.
      Schließlich wird der Flüssigkeitsüberschuss unter Absaugen entfernt, der Rückstand zur gänzlichen Entfernung des Lösungsmittels mit kochendem Wasser behandelt, abgesaugt und der Tiegel mit Rückstand getrocknet, abgekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00 für Polyester, Elastomultiester, Elastolefin und Melamin 1,01.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 7
      
         BESTIMMTE ZELLULOSEFASERN UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Verfahren mit 75 %iger Schwefelsäure)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Baumwolle (5), Flachs (oder Leinen) (7), Hanf (8), Ramie (14), Cupro (21), Modal (22) und Viskose (25)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Polyester (35), Elastomultiester (45) und Elastolefin (46).
               
            2.   PRINZIP
      Die Zellulosefasern werden aus einer bekannten Trockenmasse mit Hilfe 75 %iger Schwefelsäure herausgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse des Gemischs ausgedrückt. Der Anteil an trockenen Zellulosefasern wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 500 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen.
               
            
                  b)
               
               
                  Thermostat oder anderes Gerät zur Erwärmung des Erlenmeyerkolbens auf 50 °C ± 5 °C.
               
            3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Schwefelsäure zu 75 Gewichtsprozent (± 2 %):
                  Herstellung in der Weise, dass 700 ml Schwefelsäure (relative Dichte bei 20 °C: 1,84) unter Kühlung vorsichtig zu 350 ml destilliertem Wasser zugesetzt werden.
                  Nach Abkühlung auf Raumtemperatur mit Wasser auf 1 l auffüllen.
               
            
                  b)
               
               
                  Verdünnte Ammoniaklösung:
                  80 ml Ammoniaklösung (relative Dichte bei 20 °C: 0,880) werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.
               
            4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Die in einem mindestens 500 ml fassenden Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen befindliche Probe wird mit 200 ml 75 %iger Schwefelsäure je Gramm Probe versetzt, der Kolben wird mit dem Stopfen verschlossen und vorsichtig geschüttelt, um die Probe vollständig zu benetzen.
      Der Kolben wird eine Stunde lang auf einer Temperatur von 50 °C ± 5 °C gehalten und in Abständen von etwa 10 Minuten geschüttelt. Danach wird der Inhalt des Kolbens unter Absaugen durch einen Filtertiegel filtriert. Etwa zurückgebliebene Fasern werden durch Spülen des Kolbens mit etwas 75 %iger Schwefelsäure in den Glasfiltertiegel überführt. Der Glasfiltertiegel wird durch Absaugen geleert und der auf dem Filter verbliebene Rückstand durch erneute Zugabe von Schwefelsäure ein erstes Mal ausgewaschen. Es ist erst abzusaugen, nachdem die Flüssigkeit ohne Absaugen hindurchgelaufen ist.
      Der Rückstand wird nacheinander mehrmals mit kaltem Wasser, zweimal mit verdünnter Ammoniaklösung und dann gründlich mit kaltem Wasser gewaschen, wobei nach jeder Flüssigkeitszugabe abzusaugen ist, jedoch jedes Mal erst, nachdem die Flüssigkeit ohne Absaugen hindurchgelaufen ist. Schließlich wird der Tiegel durch Absaugen entleert, zusammen mit dem Rückstand getrocknet, abgekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 8
      
         POLYACRYLFASERN, BESTIMMTE MODACRYLFASERN BESTIMMTE POLYCHLORIDFASERN UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Dimethylformamid-Verfahren)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Acrylfasern (26), bestimmten Modacrylfasern (29) oder bestimmten Polychloridfasern (27) (9)
                  
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Seide (4), Baumwolle (5), Cupro (21), Modal (22), Viskose (25), Polyamid oder Nylon (30), Polyester (35), Elastomultiester (45), Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            Es gilt ferner für Polyacryl- und bestimmte Modacrylfasern, die mit vormetallisierten Farbstoffen, jedoch nicht mit Nachchromierfarbstoffen behandelt sind.
      2.   PRINZIP
      Die Polyacrylfasern, bestimmte Modacrylfasern oder bestimmte Polychloridfasern werden aus einer bekannten Trockenmasse mittels Dimethylformamid im kochenden Wasserbad herausgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse des Gemischs ausgedrückt. Der Anteil an trockenen Polyacrylfasern, Modacrylfasern oder Polychloridfasern wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  kochendes Wasserbad.
               
            3.2.   Reagenz
      Dimethylformamid (Siedepunkt 153 °C ± 1 °C) mit nicht mehr als 0,1 % Wasser.
      Da das Reagenz giftig ist, wird empfohlen, unter dem Abzug zu arbeiten.
      4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Die in einem mindestens 200 ml fassenden Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen befindliche Probe wird mit 80 ml im kochenden Wasserbad vorgewärmtem Dimethylformamid je Gramm Probe versetzt, der Kolben wird mit dem Stopfen verschlossen, geschüttelt zwecks vollständiger Benetzung der Probe und eine Stunde lang im kochenden Wasserbad belassen. Während dieser Zeit werden der Kolben und sein Inhalt fünfmal vorsichtig von Hand geschüttelt.
      Die Flüssigkeit wird durch einen gewogenen Glasfiltertiegel dekantiert, wobei die Fasern im Kolben zurückgehalten werden. Es werden erneut 60 ml Dimethylformamid in den Kolben gegeben und wiederum 30 Minuten im kochenden Wasserbad erwärmt, wobei der Kolben und sein Inhalt zweimal vorsichtig von Hand geschüttelt werden.
      Der Inhalt des Kolbens wird durch einen Glasfiltertiegel unter Absaugen filtriert.
      Die zurückbleibenden Fasern werden durch Ausspülen des Kolbens mit Dimethylformamid in den Glasfiltertiegel überführt. Der Tiegel wird unter Absaugen entleert. Die zurückbleibenden Fasern werden mit etwa 1 Liter Wasser von 70-80 °C Temperatur gewaschen, wobei der Tiegel jedes Mal mit Wasser gefüllt wird.
      Nach jeder Wasserzugabe wird kurz abgesaugt, allerdings erst dann, wenn das Wasser abgelaufen ist. Läuft das Waschwasser zu langsam durch den Tiegel, kann kurz abgesaugt werden.
      Zum Schluss wird der Tiegel mit dem Rückstand getrocknet, abgekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00, jedoch für Wolle, Baumwolle, Cupro, Modal, Polyester, Elastomultiester und Melamin 1,01.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 9
      
         BESTIMMTE POLYCHLORIDFASERN UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Verfahren mit Schwefelkohlenstoff/Aceton 55,5/44,5 % v/v)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  bestimmten Polychloridfasern (27), d. h. bestimmten, auch nachchlorierten Polyvinylchloridfasern (10)
                  
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Seide (4), Baumwolle (5), Cupro (21), Modal (22), Viskose (25), Polyacryl (26), Polyamid oder Nylon (30), Polyester (35), Glasfasern (44), Elastomultiester (45) und Melamin (47).
               
            Ist der Gehalt an Wolle oder Seide größer als 25 %, so ist Verfahren Nr. 2 anzuwenden.
      Ist der Gehalt an Polyamid oder Nylon größer als 25 %, so ist Verfahren Nr. 4 anzuwenden.
      2.   PRINZIP
      Die Polychloridfasern werden aus einer bekannten Trockenmasse mit Hilfe einer azeotropischen Mischung von Schwefelkohlenstoff und Aceton herausgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine - erforderlichenfalls berichtigte - Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der Anteil an trockenen Polyvinylchloridfasern wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  mechanischer Schüttler.
               
            3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Azeotropische Mischung von Schwefelkohlenstoff und Aceton (55,5 Volumenprozent Schwefelkohlenstoff und 44,5 Volumenprozent Aceton). Da das Reagenz giftig ist, wird empfohlen, unter dem Abzug zu arbeiten.
               
            
                  b)
               
               
                  Ethanol (92 Volumenprozent) oder Methanol.
               
            4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Die in einem mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen befindliche Probe wird mit 100 ml azeotropischer Mischung je Gramm Probe versetzt. Der Kolben wird sorgfältig verschlossen und 20 Minuten lang mit dem mechanischen Schüttler oder von Hand bei Raumtemperatur kräftig geschüttelt.
      Die Flüssigkeit wird durch den gewogenen Glasfiltertiegel dekantiert.
      Die Behandlung wird mit 100 ml frischem Lösungsmittel wiederholt. Diese Behandlung wird so oft fortgesetzt, bis ein Tropfen Lösungsmittel nach Verdunstung auf einem Uhrglas keinerlei Polymerniederschlag hinterlässt. Der Rückstand wird mit Hilfe einer zusätzlichen Menge Lösungsmittel in den Filtertiegel überführt, der Filtertiegel durch Sauganwendung entleert; Tiegel und Rückstand werden mit 20 ml Alkohol gespült und anschließend dreimal mit Wasser nachgespült. Vor dem Absaugen muss die Spülflüssigkeit vollständig durchgelaufen sein. Tiegel und Rückstand werden getrocknet, abgekühlt und gewogen.
      Amerkung:
      Die Proben bestimmter Gemische mit hohem Gehalt an Polychlorid schrumpfen beim Trocknen beträchtlich, was die Beseitigung des Polychlorids durch das Lösungsmittel erschwert.
      Jedoch verhindert diese Schrumpfung nicht die vollständige Auflösung des Polychlorids.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00, für Melamin 1,01.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilfasergemischen liegt das Konfidenzintervall der nach diesem Verfahren ermittelten Ergebnisse bei maximal ± 1 mit einem Konfidenzniveau von 95 %.
      METHODE Nr. 10
      
         ACETAT- UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Essigsäure-Verfahren)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Acetat (19)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  bestimmten Polychloridfasern (27) und zwar Polyvinylchloridfasern, auch nachchloriert, Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            2.   PRINZIP
      Die Acetatfasern werden aus einer bekannten Trockenmasse mittels Essigsäure aufgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der Anteil an trockenen Acetatfasern wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  mechanischer Schüttler.
               
            3.2.   Reagenz
      Essigsäure (mehr als 99 %). Dieses Reagenz ist sehr ätzend, bei seiner Verwendung ist daher Vorsicht geboten.
      4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Die in einem mindestens 200 ml fassenden Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen befindliche Probe wird mit 100 ml Essigsäure je Gramm Probe versetzt. Der Kolben wird sorgfältig verschlossen und bei Raumtemperatur 20 Minuten mit einem mechanischen Schüttler oder von Hand kräftig geschüttelt. Die Flüssigkeit wird durch den gewogenen Glasfiltertiegel dekantiert. Diese Behandlung wird zweimal unter Verwendung von jeweils 100 ml frischem Lösungsmittel wiederholt, so dass insgesamt drei Extraktionen ausgeführt werden. Der Rückstand wird in den Filtertiegel überführt, der Flüssigkeitsrückstand unter Sauganwendung entleert;
      Tiegel und Rückstand werden mit 50 ml Essigsäure sowie anschließend dreimal mit Wasser nachgespült. Nach jedem Auswaschen muss die Flüssigkeit von selbst durchlaufen, bevor abgesaugt wird. Tiegel und Rückstand trocknen, abkühlen und wägen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilfasergemischen liegt das Konfidenzintervall der nach diesem Verfahren ermittelten Ergebnisse bei maximal ± 1 mit einem Konfidenzniveau von 95 %.
      METHODE Nr. 11
      
         SEIDE UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Verfahren mit 75 %iger Schwefelsäure)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Seide (4)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            2.   PRINZIP
      Die Seidenfasern werden aus einer bekannten Trockenmasse mit Hilfe 75 %iger Schwefelsäure herausgelöst (11).
      Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der Anteil an trockener Seide wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
      3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  75 %ige Schwefelsäure (± 2 %) Herstellungsweise:
                  700 ml Schwefelsäure (relative Dichte 1,84 bei 20 °C) werden vorsichtig unter Abkühlung zu 350 ml destilliertem Wasser zugesetzt.
                  Nach Abkühlung auf Raumtemperatur mit Wasser auf 1 l auffüllen.
               
            
                  b)
               
               
                  Verdünnte Schwefelsäure: 100 ml konzentrierte Schwefelsäure (relative Dichte 1,84 bei 20 °C) werden langsam zu 1 900 ml destilliertem Wasser zugesetzt.
               
            
                  c)
               
               
                  Verdünntes Ammoniak: 200 ml konzentriertes Ammoniak (relative Dichte 0,880 bei 20 °C) werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.
               
            4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Die in einem mindestens 200 ml fassenden Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen befindliche Probe wird mit 100 ml 75 %iger Schwefelsäure je Gramm Probe versetzt. Der Kolben wird verschlossen, kräftig geschüttelt und 30 Minuten bei Raumtemperatur stehengelassen. Erneut schütteln, 30 Minuten stehenlassen.
      Ein letztes Mal schütteln und den Inhalt des Kolbens in den gewogenen Glasfiltertiegel überführen. Etwa im Kolben zurückbleibende Fasern werden mit 75 %iger Schwefelsäure nachgespült. Der Rückstand wird im Filtertiegel nacheinander mit 50 ml verdünnter Schwefelsäure, 50 ml Wasser und 50 ml verdünntem Ammoniak ausgewaschen. Die Fasern müssen jedes Mal etwa 10 Minuten lang mit der Flüssigkeit in Kontakt bleiben, bevor abgesaugt wird. Schließlich wird mit Wasser nachgewaschen, wobei die Fasern 30 Minuten im Wasser verbleiben.
      Die Restflüssigkeit wird unter Absaugen entfernt. Tiegel und Rückstand werden getrocknet, abgekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 0,985 für Wolle, 1,00 für Elastolefin und 1,01 für Melamin.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 12
      
         JUTE UND BESTIMMTE FASERN TIERISCHEN URSPRUNGS
      
      (Verfahren mittels Stickstoffbestimmung)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Jute (9)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  bestimmten Fasern tierischen Ursprungs.
               
            Letztere können aus Tierhaaren (2 und 3) oder aus Wolle (1) oder einer Mischung von Tierhaaren und Wolle bestehen. Das Verfahren eignet sich nicht für Textilfasergemische, die nichtfaserige Bestandteile (Farbstoffe, Appreturmittel usw.) auf Stickstoffbasis enthalten.
      2.   PRINZIP
      Der Stickstoffgehalt der Mischung wird bestimmt und hieraus sowie aus dem bekannten Stickstoffgehalt der beiden Bestandteile der Mischung wird deren proportionaler Anteil berechnet.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Kjeldahl-Zersetzungskolben von 200 bis 300 ml;
               
            
                  b)
               
               
                  Kjeldahl-Destillationskolben mit Dampferzeuger;
               
            
                  c)
               
               
                  Titriergerät, mit einer Genauigkeit bis zu 0,05 ml.
               
            3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Toluol;
               
            
                  b)
               
               
                  Methanol;
               
            
                  c)
               
               
                  Schwefelsäure, relative Dichte bei 20°C: 1,84 (12);
               
            
                  d)
               
               
                  Kaliumsulfat (12);
               
            
                  e)
               
               
                  Selendioxyd (12);
               
            
                  f)
               
               
                  Natriumhydroxydlösung (400 g/l). 400 g Natriumhydroxyd werden in 400 bis 500 ml Wasser aufgelöst und die Flüssigkeit mit Wasser auf 1 Liter verdünnt;
               
            
                  g)
               
               
                  Indikatormischung. 0,1 g Methylrot werden in 95 ml Ethanol und 5 ml Wasser gelöst; diese Lösung wird mit 0,5 g Bromkresolgrün, das in 475 ml Ethanol und 25 ml Wasser aufgelöst ist, vermischt;
               
            
                  h)
               
               
                  Borsäurelösung. 20 g Borsäure werden in 1 Liter Wasser gelöst;
               
            
                  i)
               
               
                  Schwefelsäure 0,02 N (Normvolumenlösung).
               
            4.   VORBEHANDLUNG DER VORPROBE
      Anstelle der im allgemeinen Teil beschriebenen Vorbehandlung wird wie folgt vorgegangen:
      Die lufttrockene Vorprobe wird in einem Soxhlet-Apparat mit einer Mischung von einem Volumenteil Toluol und drei Volumenteilen Methanol 4 Stunden lang bei mindestens 5 Umläufen pro Stunde extrahiert. Man lässt die Lösungsmittel aus der Probe in Luft verdampfen und entfernt die letzten Spuren in einem Wärmeschrank bei 105 °C ± 3 °C. Sodann wird die Probe im Wasser (50 ml/g Probemenge) durch Sieden mit Rückkühlung 30 Minuten lang extrahiert. Nach dem Filtrieren wird die Probe in den Kolben zurückgegeben und die Extraktion mit einem gleichen Volumen frischen Wassers wiederholt. Nach erneutem Filtrieren wird das überschüssige Wasser durch Ausdrücken, Absaugen oder Zentrifugieren aus der Probe entfernt, die man dann an der Luft trocknen lässt.
      Amerkung:
      Toluol und Methanol sind giftig; deshalb sind bei ihrer Verwendung alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
      5.   ANALYSENGANG
      5.1.   Allgemeine Anweisungen
      Hinsichtlich Entnahme, Trocknung und Wägung der Probe sind die im allgemeinen Teil gemachten Angaben zu befolgen.
      5.2.   Ausführliche Anleitung
      Zu der Probe von mindestens 1 g im Kjeldahl-Kolben werden der Reihe nach 2,5 g Kaliumsulfat, 0,1 bis 0,2 g Selendioxyd und 10 ml Schwefelsäure (relative Dichte bei 20 °C: 1,84) gegeben. Der Kolben wird zunächst schwach erhitzt, bis das ganze Fasermaterial zersetzt ist, sodann wird kräftiger erhitzt, bis die Lösung klar und nahezu farblos geworden ist. Die Erhitzung wird 15 Minuten lang fortgesetzt. Dann lässt man den Kolben abkühlen, verdünnt den Inhalt vorsichtig mit 10 bis 20 ml Wasser, kühlt ab, überführt den Inhalt quantitativ in einen 200-ml-Maßkolben und füllt das Volumen mit Wasser auf, um die Analysenlösung herzustellen. In einen 100-ml-Erlenmeyerkolben werden etwa 20 ml Borsäurelösung gegeben; der Kolben wird unter dem Kondensator des Kjeldahl-Destilliergeräts so aufgestellt, dass das Ablaufrohr gerade unter den Spiegel der Borsäurelösung eintaucht. Es werden genau 10 ml Analysenlösung in den Destillierkolben überführt und mindestens 5 ml Natriumhydroxydlösung in den Trichter gegeben; man hebt den Stopfen leicht an und lässt die Natriumhydroxydlösung langsam in den Kolben fließen. Wenn die Analysenlösung und die Natriumhydroxydlösung zwei getrennte Schichten bilden, so sind sie durch vorsichtiges Schütteln zu vermischen. Der Destillierkolben wird leicht erwärmt und gleichzeitig Dampf aus dem Dampferzeuger in ihn eingeführt. Es werden etwa 20 ml Destillat gesammelt und das Auffanggefäß so weit gesenkt, dass sich das Ende des Ablaufrohrs etwa 20 mm über dem Spiegel der Flüssigkeit befindet, danach wird eine Minute lang weiter destilliert. Das Ende des Ablaufrohrs wird mit Wasser ausgespült und das Reinigungswasser im Erlenmeyerkolben aufgefangen. Der Erlenmeyerkolben wird sodann entfernt und durch einen zweiten Erlenmeyerkolben ersetzt, der etwa 10 ml Borsäurelösung enthält; darin werden etwa 10 ml Destillat aufgesammelt.
      Die beiden Destillate werden getrennt mit 0,02-N-Schwefelsäure unter Verwendung der Indikatormischung titriert. Die Ergebnisse für die beiden Destillate werden notiert. Wenn das Bestimmungsergebnis des zweiten Destillats über 0,2 ml liegt, so ist die Bestimmung zu wiederholen; es muss also nochmals mit einem anderen aliquoten Teil der Analysenlösung destilliert werden.
      Es wird ein Blindversuch durchgeführt, wobei die Zersetzung und Destillation lediglich unter Verwendung der Reagenzien erfolgt.
      6.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      
                  6.1.
               
               
                  Der prozentuale Anteil des Stickstoffs in der trockenen Probe wird folgendermaßen berechnet:
                  
                     
                  Dabei ist:
                  
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Prozentsatz Stickstoff im reinen Trockengewicht der Probe;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Gesamtvolumen in ml der Standardschwefelsäure für die Bestimmung;
                           
                        
                              b
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Gesamtvolumen in ml der Standardschwefelsäure beim Blindversuch;
                           
                        
                              N
                           
                           
                              =
                           
                           
                              tatsächlicher Titer der Standardschwefelsäure;
                           
                        
                              W
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Trockenmasse (g) der Probe.
                           
                        
            
                  6.2.
               
               
                  Bei Verwendung des Wertes 0,22 % für den Stickstoffgehalt der Jute bzw. 16,2 % für den Stickstoffgehalt der tierischen Fasern — beide Werte auf die Trockenmasse bezogen — berechnet sich die Zusammensetzung der Mischung nach folgender Formel:
                  
                     
                  Dabei sind:
                  
                              PA%
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Prozentsatz der tierischen Faser im reinen Trockengewicht der Probe.
                           
                        
            7.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 13
      
         POLYPROPYLEN UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Xylol-Verfahren)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Polypropylen (37)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Seide (4), Baumwolle (5), Acetat (19), Cupro (21), Modal (22), Triacetat (24), Viskose (25), Polyacryl (26), Polyamid oder Nylon (30), Polyester (35), Glasfasern (44), Elastomultiester (45) und Melamin (47).
               
            2.   PRINZIP
      Die Polypropylenfaser wird aus einer bekannten Menge der Trockenmasse durch Lösung mit kochendem Xylol abgetrennt. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Das Mengenverhältnis des Polypropylen wird aus der Gewichtsdifferenz berechnet.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  Rückflusskühler (geeignet für Flüssigkeiten mit erhöhtem Kochpunkt) mit zum Aufsetzen auf den Erlenmeyerkolben (a) angepasstem geschliffenem Übergangsteil;
               
            
                  c)
               
               
                  auf die Temperatur des Siedepunkts von Xylol erhitzte Heizhaube.
               
            3.2.   Reagenz
      Xylol, Siedebereich zwischen 137 °C und 142 °C.
      Amerkung:
      Xylol ist sehr leicht entflammbar und entwickelt giftige Dämpfe. Beim Gebrauch sind entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen.
      4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Zu der in den Erlenmeyerkolben (3.1.a) eingegebenen Probe werden 100 ml Xylol (3.2) pro Gramm Probe hinzugegeben. Dann wird der Kühler (3.1.b) aufgesetzt und der Kolbeninhalt zum Kochen gebracht; Kochdauer 3 Minuten.
      Die heiße Flüssigkeit wird danach sofort über den tarierten Glasfiltertiegel (siehe Anmerkung 1) dekantiert. Dieser Vorgang wird zweimal unter Verwendung von jeweils 50 ml frischem Lösungsmittel wiederholt.
      Der im Kolben zurückgebliebene Rückstand wird nacheinander zweimal mit 30 ml kochendem Xylol, dann zweimal mit je 75 ml Petrolether (I.3.2.1 Allgemeiner Teil) ausgewaschen. Nach dem zweiten Waschen mit Petrolether wird der Inhalt des Kolbens durch den Tiegel filtriert; die zurückgebliebenen Fasern werden mittels einer kleinen zusätzlichen Menge Petrolether in den Tiegel überführt. Den Tiegel und den Rückstand trocknen, abkühlen und wiegen.
      Anmerkungen:
      
                  1.
               
               
                  Der Filtertiegel, über den das Xylol dekantiert wird, muss vorgewärmt werden.
               
            
                  2.
               
               
                  Nach den Verfahrensschritten mit dem kochenden Xylol darauf achten, dass der den Rückstand enthaltende Erlenmeyerkolben ausreichend abgekühlt wird, bevor der Petrolether dazugegeben wird.
               
            
                  3.
               
               
                  Um die Gefährdung der Laboranten durch die Entflammbarkeit und Giftigkeit möglichst niedrig zu halten, können Heißextraktionsapparaturen und geeignete Verfahren, die gleichartige Ergebnisse erbringen, angewendet werden (13).
               
            5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00, für Melamin 1,01.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 14
      
         BESTIMMTE FASERN SOWIE POLYCHLORIDFASERN (AUF HOMOPOLYMERBASIS VON VINYLCHLORID), ELASTOLEFIN ODER MELAMIN)
      
      (Verfahren mit konzentrierter Schwefelsäure)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Baumwolle (5), Acetat (19), Cupro (21), Modal (22), Triacetat (24), Viskose (25), bestimmten Polyacrylfasern (26) und Modacrylfasern (29), Polyamid oder Nylon (30), Polyester (35) und Elastomultiester (45)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Polychloridfasern (27) auf Homopolymerbasis von Vinylchlorid, auch nachchloriert, sowie Elastolefin (46) und Melamin (47).
               
            Die betreffenden Modacrylfasern sind diejenigen, die bei Behandlung in konzentrierter Schwefelsäure (relative Dichte bei 20 °C: 1,84) eine klare Lösung ergeben.
      Dieses Verfahren kann insbesondere anstelle der Methoden Nrn. 8 und 9 angewendet werden.
      2.   PRINZIP
      Alle Bestandteile außer den Polychloridfasern, dem Elastolefin oder dem Melamin (d. h. die unter 1.1 genannten Fasern) werden aus einer bekannten Trockenmasse durch Auflösen in konzentrierter Schwefelsäure (relative Dichte bei 20 °C: 1,84) eine klare Lösung ergeben.
      Der aus Polychloridfaser, Elastolefin oder Melamin bestehende Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der prozentuale Anteil der zweiten Bestandteile wird aus der Gewichtsdifferenz berechnet.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  Glasstab mit abgeflachtem Ende.
               
            3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Schwefelsäure (relative Dichte bei 20 °C: 1,84);
               
            
                  b)
               
               
                  Schwefelsäure, wässrige Lösung etwa 50 % (m/m) Schwefelsäure.
                  Herstellung in der Weise, dass 400 ml Schwefelsäure (relative Dichte bei 20 °C: 1,84) zu 500 ml destilliertem oder entionisiertem Wasser hinzugegeben. Wenn die Lösung auf Zimmertemperatur abgekühlt ist, wird mit Wasser auf 1 Liter angefüllt.
               
            
                  c)
               
               
                  Ammoniak, verdünnte Lösung
                  60 ml einer konzentrierten Ammoniaklösung (relative Dichte bei 20 °C: 0,880) werden mit destilliertem Wasser zu 1 l Lösung verdünnt.
               
            4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Zu der in den Erlenmeyerkolben (3.1.a) eingegebenen Analyseprobe werden 100 ml Schwefelsäure (3.2.a) pro Gramm Probe hinzugegeben.
      10 Minuten lang bei Zimmertemperatur unter häufigerem Umrühren der Probenlösung mit dem Glasstab stehen lassen. Wenn es sich um ein Gewebe oder um gewirkte Ware handelt, so drückt man das Probestück leicht gegen die Kolbenwand, um auf diese Weise die durch die Schwefelsäure ausgelösten Bestandteile abzutrennen.
      Die Flüssigkeit wird über einen gewogenen Glasfiltertiegel dekantiert. Dann werden erneut 100 ml Schwefelsäure (3.2. a) in den Kolben gegeben und der Vorgang wiederholt. Den Inhalt des Kolbens über dem Tiegel entleeren und hierbei den faserigen Rückstand mit dem Glasstab abtrennen. Erforderlichenfalls etwas konzentrierte Schwefelsäure (3.2. a) in den Kolben nachgeben, um die an den Wänden hängenbleibenden Faserreste zu entfernen. Den Tiegel durch Absaugen entleeren; das Filtrat des Kolbens völlig entfernen oder den Kolben auswechseln, dann den Rückstand im Tiegel nacheinander mit der 50 %igen Schwefelsäure (3.2. b) destilliertem oder entionisiertem Wasser (I.3.2.3 Allgemeiner Teil) und der Ammoniaklösung (3.2. c) und schließlich gründlich mit destilliertem oder entionisiertem Wasser auswaschen, wobei der Tiegel durch Absaugen nach jeder Zugabe vollständig entleert wird (während des Waschvorgangs ist nicht abzusaugen, sondern erst, nachdem die Flüssigkeit durch ihr Eigengewicht abgelaufen ist). Den Tiegel und den Rückstand trocknen, abkühlen und wiegen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,00, für Melamin 1,01.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      METHODE Nr. 15
      
         POLYCHLORIDFASERN, BESTIMMTE MODACRYLE, BESTIMMTE ELASTHANE, ACETAT, TRIACETAT UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Cyclohexanonverfahren)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Acetat (19), Triacetat (24), Polychlorid (27), bestimmten Modacrylen (29) oder bestimmten Elasthanen (43)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle (1), Tierhaaren (2 und 3), Seide (4), Baumwolle (5), Cupro (21), Modal (22), Viskose (25), Polyamid oder Nylon (30), Polyacryl (26), Glasfasern (44) und Melamin (47).
               
            Sind Modacryl- oder Elasthanfasern vorhanden, so ist ein Vorversuch notwendig, um festzustellen, ob die Fasern in dem Reagenz vollständig löslich sind.
      Zur Bestimmung von Gemischen mit Polychloridfasern sind auch die Methoden Nr. 9 oder 14 anwendbar.
      2.   PRINZIP
      Ausgehend von einer bekannten Trockenmasse des Gemischs werden Fasern von Acetat, Triacetat, Polychlorid, bestimmten Modacrylen und bestimmten Elasthanen mit Cyclohexanon bei annähernder Siedetemperatur aufgelöst. Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine - erforderlichenfalls berichtigte - Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der Anteil an Polychlorid-, Modacryl-, Elasthan-, Acetat- und Triacetatfasern in Prozent wird durch Differenzbildung ermittelt.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Heißextraktionsgerät, mit dem nach dem in Nummer 4 beschriebenen Verfahren gearbeitet werden kann. (siehe Abbildung, die eine Variante des in „Melliand Textilberichte“ 56 (1975), S. 643-645, beschriebenen Geräts darstellt.)
               
            
                  b)
               
               
                  Filtertiegel zur Aufnahme der Analyseprobe;
               
            
                  c)
               
               
                  poröse Scheidewand, Porosität 1;
               
            
                  d)
               
               
                  für den Destillationskolben geeigneter Rückflusskühler;
               
            
                  e)
               
               
                  Heizgerät.
               
            3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Cyclohexanon, Siedepunkt 156 °C;
               
            
                  b)
               
               
                  Ethanol, verdünnt auf 50 Volumenprozent.
               
            Anmerkung:
      Cyclohexanon ist brennbar und toxisch. Beim Gebrauch sind entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen.
      4.   ANALYSENGANG
      Es ist nach den im allgemeinen Teil angegebenen Anweisungen zu arbeiten und folgendermaßen vorzugehen:
      100 ml Cyclohexanon je Gramm Probe in den Destillationskolben geben, das Extraktionsgefäß ein- bzw. aufsetzen und den Filtertiegel mit der Probe einführen. Auf den Filtertiegel die leicht geneigte poröse Trennwand legen, danach den Rückflusskühler aufsetzen. Das Cyclohexanon bis zum Siedepunkt erwärmen, 60 Minuten bei einer Mindestgeschwindigkeit von etwa 12 Zyklen pro Stunde extrahieren.
      Nach Extraktion und Abkühlung den Filtertiegel aus dem Extraktionsgefäß nehmen und die poröse Scheidewand entfernen. Den Inhalt des Filtertiegels 3- bis 4-mal mit auf etwa 60 °C erwärmtem 50 %igem Ethanol und anschließend mit 1 Liter Wasser bei 60 °C waschen.
      Während und zwischen den Waschvorgängen zunächst keinen Unterdruck anwenden, sondern die Flüssigkeit normal ablaufen lassen und erst dann absaugen.
      Zum Schluss wird der Tiegel mit dem Rückstand getrocknet, abgekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ hat den Wert 1,00, jedoch bei Seide und Melamin den Wert 1,01 und bei Polyacrylfasern den Wert 0,98.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 1, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      Abbildung zu Methode Nr. 15 Punkt 3.1 Buchstabe a
      
         
      METHODE Nr. 16
      
         MELAMIN UND BESTIMMTE ANDERE FASERN
      
      (Verfahren mit heißer Ameisensäure)
      1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der Nichtfaserstoffe für binäre Fasergemische von
      
                  1.
               
               
                  Melamin (47)
                  mit
               
            
                  2.
               
               
                  Baumwolle (5) und Aramid (31).
               
            2.   PRINZIP
      Das Melamin wird mittels erhitzter Ameisensäure (90 % m/m) aus einer bekannten Trockenmasse herausgelöst.
      Der Rückstand wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und gewogen; seine — erforderlichenfalls berichtigte — Masse wird in Prozentsätzen der Trockenmasse der Mischung ausgedrückt. Der prozentuale Anteil der zweiten Bestandteile wird aus der Gewichtsdifferenz berechnet.
      Anmerkung:
      Der empfohlene Temperaturbereich ist unbedingt einzuhalten, weil die Löslichkeit von Melamin äußerst temperaturabhängig ist.
      3.   GERÄTE UND REAGENZIEN (neben den im allgemeinen Teil genannten)
      3.1.   Geräte
      
                  a)
               
               
                  Mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen;
               
            
                  b)
               
               
                  Wasserbadschüttler oder anderes Gerät zum Schütteln und zur Erwärmung des Kolbens auf konstante 90 ± 2 °C.
               
            3.2.   Reagenzien
      
                  a)
               
               
                  Ameisensäure zu 90 Gewichtsprozent, relative Dichte bei 20 °C: 1,204. 890 ml Ameisensäure zu 98 bis 100 Gewichtsprozent (relative Dichte bei 20 °C: 1,220) werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.
                  Heiße Ameisensäure ist äußerst korrosiv, bei ihrer Verwendung ist daher Vorsicht geboten.
               
            
                  b)
               
               
                  Verdünntes Ammoniak: 80 ml konzentriertes Ammoniak (relative Dichte bei 20 °C: 0,880) werden mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllt.
               
            4.   ANALYSENGANG
      Es ist der im allgemeinen Teil beschriebene Analysengang zu befolgen und folgendermaßen vorzugehen:
      Die in einem mindestens 200 ml fassender Erlenmeyerkolben mit Glasschliffstopfen befindliche Analyseprobe wird mit 100 ml Ameisensäure je Gramm Probe versetzt. Der Kolben wird verschlossen und geschüttelt, um die Probe vollständig zu benetzen. Der Kolben wird so auf dem Schüttler befestigt, dass er in ein Wasserbad von 90 °C ± 2 °C taucht, wo er eine Stunde lang kräftig geschüttelt wird. Nach Abkühlung des Kolbens auf Raumtemperatur wird die Flüssigkeit über den tarierten Glasfiltertiegel dekantiert. Man gibt 50 ml Ameisensäure in den Kolben mit dem Rückstand, schüttelt von Hand und filtriert den Inhalt des Kolbens über den Glasfiltertiegel. Etwa zurückbleibende Fasern werden durch Auswaschen des Kolbens mit etwas Ameisensäurelösung in den Tiegel überführt. Den Tiegel durch Absaugen entleeren, dann den Rückstand mit Ameisensäurelösung, heißem Wasser, verdünntem Ammoniak und schließlich kaltem Wasser auswaschen, wobei der Tiegel nach jeder Flüssigkeitszugabe durch Absaugen vollständig entleert wird. jedoch erst, nachdem die Flüssigkeit ohne Absaugen durchgelaufen ist. Zum Schluss wird der Tiegel durch Absaugen geleert, zusammen mit dem Rückstand getrocknet, gekühlt und gewogen.
      5.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Ergebnisse werden nach dem im allgemeinen Teil angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Der Korrekturfaktor „d“ beträgt 1,02.
      6.   GENAUIGKEIT DES VERFAHRENS
      Bei homogenen Textilgemischen liegt das Konfidenzintervall der Ergebnisse dieses Verfahrens bei höchstens ± 2, wobei das Konfidenzniveau 95 % beträgt.
      KAPITEL 3
      
         QUANTITATIVE ANALYSE TERNÄRER TEXTILFASERGEMISCHE
      
      EINLEITUNG
      In der Regel beruht das Verfahren der quantitativen chemischen Analyse auf der selektiven Auflösbarkeit der Einzelbestandteile. Für dieses Verfahren ergeben sich vier mögliche Varianten:
      
                  1.
               
               
                  Es wird mit zwei verschiedenen Analyseproben gearbeitet, wobei aus der ersten Probe ein Bestandteil (a) und aus der zweiten Probe ein weiterer Bestandteil (b) herausgelöst werden. Die unlöslichen Rückstände jeder Probe werden gewogen und aus dem Massenverlust wird der Prozentsatz jedes der beiden löslichen Bestandteile errechnet. Der Prozentsatz des dritten Bestandteils (c) wird durch Differenzbildung ermittelt.
               
            
                  2.
               
               
                  Es wird mit zwei verschiedenen Analyseproben gearbeitet, wobei aus der ersten Probe ein Bestandteil (a) und aus der zweiten Probe zwei Bestandteile (a und b) herausgelöst werden. Der unlösliche Rückstand der ersten Analyseprobe wird gewogen und aus dem Massenverlust wird der Prozentsatz des Bestandteils (a) errechnet. Der unlösliche Rückstand der zweiten Analyseprobe wird gewogen; er entspricht dem Bestandteil (c). Der Prozentsatz des dritten Bestandteils (b) wird durch Differenzbildung ermittelt.
               
            
                  3.
               
               
                  Es wird mit zwei verschiedenen Analyseproben gearbeitet, wobei aus der ersten Probe zwei Bestandteile (a und b) und aus der zweiten Probe zwei Bestandteile (b und c) herausgelöst werden. Die unlöslichen Rückstände entsprechen jeweils den beiden Bestandteilen (c) und (a). Der Prozentsatz des dritten Bestandteils (b) wird durch Differenzbildung ermittelt.
               
            
                  4.
               
               
                  Es wird mit nur einer Analyseprobe gearbeitet, wobei nach Entfernung eines der Bestandteile der von den beiden anderen Fasern gebildete, unlösliche Rückstand gewogen und aus dem Massenverlust der Prozentsatz des löslichen Bestandteils errechnet wird. Aus dem Rückstand wird eine der beiden Fasern herausgelöst, der unlösliche Bestandteil wird gewogen und der Prozentsatz des zweiten löslichen Bestandteils wird aus dem Massenverlust errechnet.
               
            Besteht eine Wahlmöglichkeit, wird zur Verwendung einer der drei ersten Varianten geraten.
      Der mit der Analyse beschäftigte Sachverständige muss jedoch darauf achten, dass bei der chemischen Analyse Methoden gewählt werden, die Lösungsmittel vorschreiben, die nur eine bestimmte Faser bzw. bestimmte Fasern auflösen, die andere bzw. anderen dagegen nicht auflösen.
      Als Beispiele sind in Abschnitt V in einer Tabelle eine Reihe von ternären Fasergemischen aufgeführt sowie Analysenmethoden für binäre Fasergemische, die grundsätzlich auch für die Analyse dieser ternären Fasergemische verwendet werden können.
      Um die Fehleranfälligkeit zu minimieren, wird empfohlen, die chemische Analyse, soweit möglich, anhand von wenigstens zwei der vier oben beschriebenen Varianten vorzunehmen.
      Die in dem Gemisch enthaltenen Fasern sind vor der Analyse zu identifizieren. Bei bestimmten chemischen Methoden kann der unlösliche Bestandteil von Gemischen teilweise in dem Reagenz aufgelöst werden, das zur Auflösung des löslichen Bestandteils bzw. der löslichen Bestandteile verwendet wird. Nach Möglichkeit wurden die Reagenzien so gewählt, dass sie nur einen geringen oder überhaupt keinen Einfluss auf die unlöslichen Fasern haben. Ist bei der Analyse mit einem Massenverlust zu rechnen, so müssen die Ergebnisse entsprechend korrigiert werden. Korrekturfaktoren hierfür sind angegeben. Diese wurden in mehreren Laboratorien dadurch bestimmt, dass durch Vorbehandlung gereinigte Fasern mit dem entsprechenden Reagenz unter Befolgung der Analysenmethode behandelt wurden. Sie gelten nur für normale Fasern. Weitere Korrekturfaktoren können erforderlich sein, wenn die Fasern vor oder während der Verarbeitung nicht intakt geblieben sind. Wenn die vierte Variante angewandt werden muss, bei der eine Textilfaser der aufeinanderfolgenden Einwirkung von zwei Lösungsmitteln ausgesetzt ist, so ist es notwendig, die etwaigen Massenverluste auf Grund dieser doppelten Behandlung durch Korrekturfaktoren zu berücksichtigen. Sowohl beim manuellen Trennungsverfahren als auch beim chemischen Trennungsverfahren müssen mindestens Doppelbestimmungen durchgeführt werden.
      I.   Allgemeines über die Methoden der quantitativen chemischen Analyse von ternären Textilfasergemischen
      
      Allgemeine Angaben zu den Verfahren der quantitativen chemischen Analyse von ternären Textilfasergemischen.
      I.1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Unter dem Anwendungsbereich wird bei jeder Analysenmethode für binäre Fasergemische aufgeführt, für welche Fasern sie anzuwenden ist. (siehe Kapitel 2 betreffend Methoden der quantitativen Analyse bestimmter binärer Textilfasergemische.)
      I.2.   PRINZIP
      Nach Identifizierung der einzelnen Bestandteile der Fasergemische werden zunächst durch eine entsprechende Vorbehandlung die nichtfaserigen Bestandteile entfernt, sodann werden eine oder mehrere der in der Einleitung beschriebenen vier Varianten des Verfahrens der selektiven Auflösung angewendet. Vorzugsweise sind, sofern keine technischen Schwierigkeiten auftreten, die in größerer Menge vorhandenen Fasern aufzulösen, damit man die in geringster Menge vorhandene Faser als Endrückstand erhält.
      I.3.   GERÄTE UND REAGENZIEN
      I.3.1.   Geräte
      I.3.1.1.   Filtertiegel und Wägegläser zum Einsetzen von Tiegeln oder andere gleichwertige Geräte
      I.3.1.2.   Absaugflasche
      I.3.1.3.   Exsikkator mit gefärbtem Kieselgel als Feuchtigkeitsindikator
      I.3.1.4.   Trockenofen mit Ventilator zur Trocknung der Analyseproben bei 105 ± 3 °C
      I.3.1.5.   Analysenwaage, Empfindlichkeit 0,0002 g
      I.3.1.6.   Soxhlet-Extraktionsapparat oder gleichwertige Apparatur
      I.3.2.   Reagenzien
      I.3.2.1.   Petrolether, nachdestilliert, Siedebereich 40 bis 60 °C
      I.3.2.2.   Sonstige Reagenzien sind in den entsprechenden Teilen der Methode angegeben.
      I.3.2.3.   Destilliertes oder entionisiertes Wasser
      I.3.2.4.   Aceton.
      I.3.2.5.   Orthophosphorsäure
      I.3.2.6.   Harnstoff
      I.3.2.7.   Natriumbicarbonat
      Alle Reagenzien müssen chemisch rein sein.
      I.4.   KONDITIONIERUNGS- UND ANALYSEATMOSPHÄRE
      Da die Trockenmasse bestimmt wird, ist weder eine Konditionierung der Probe noch eine Untersuchung in klimatisierter Atmosphäre erforderlich.
      I.5.   VORPROBE
      Es wird eine für die Laboratoriumsprobe repräsentative Vorprobe gewählt, die für sämtliche erforderlichen Analyseproben von jeweils mindestens 1 g ausreicht.
      I.6.   VORBEHANDLUNG DER VORPROBE (14)
      
      Ist einer der bei der Berechnung der Prozentsätze nicht zu berücksichtigenden Bestandteile vorhanden (siehe Artikel 19), so ist dieser zunächst durch eine geeignete Methode zu entfernen, die jedoch keinen der Faserbestandteile angreifen darf.
      Zu diesem Zweck werden die mit Hilfe von Petrolether und Wasser extrahierbaren nichtfaserigen Bestandteile entfernt, indem die Vorprobe im Soxhlet-Apparat mit Petrolether während einer Stunde und mit mindestens sechs Umläufen pro Stunde behandelt wird. Anschließend wird der Petrolether der Vorprobe verdampft; danach wird die Vorprobe durch Direktbehandlung extrahiert, das heißt durch einstündiges Eintauchen in Wasser bei Zimmertemperatur mit darauf folgendem einstündigen Eintauchen in Wasser bei 65 °C ± 5 °C unter zeitweiligem Schütteln, Flottenverhältnis 1:100. Danach wird das überschüssige Wasser durch Ausquetschen, Absaugen oder Zentrifugieren entfernt, bis die Vorprobe lufttrocken ist.
      Bei Elastolefin oder Fasergemischen, die Elastolefin und andere Fasern enthalten (Wolle, Tierhaare, Seide, Baumwolle, Flachs bzw. Leinen, Hanf, Jute, Manila, Alfa, Kokos, Ginster, Ramie, Sisal, Cupro, Modal, regenerierte Proteinfasern, Viskose, Polyacryl, Polyamid oder Nylon, Polyester oder Elastomultiester), ist das oben beschriebene Verfahren dahingehend leicht abzuändern, dass Petrolether durch Aceton ersetzt wird.
      Falls die nichtfaserigen Bestandteile nicht mit Hilfe von Petrolether und Wasser extrahiert werden können, so müssen sie anstatt mit Wasser, wie oben beschrieben, mit einem geeigneten Stoff entfernt werden, der keinen der Faserbestandteile wesentlich verändert. Bei einigen ungebleichten natürlichen Pflanzenfasern (wie zum Beispiel Jute- oder Kokosfasern) ist zu beachten, dass durch die normale Vorbehandlung mit Petrolether und Wasser nicht alle natürlichen nichtfaserigen Bestandteile beseitigt werden. Trotzdem werden keine weiteren Vorbehandlungen vorgenommen, soweit die Probe keine in Petrolether und in Wasser unlöslichen Appreturen enthält.
      In den Analysenberichten müssen die gewählten Vorbehandlungsmethoden eingehend geschildert werden.
      I.7.   ANALYSENGANG
      I.7.1.   Allgemeine Anweisungen
      I.7.1.1.   Trocknung
      Alle Trockenoperationen sind mindestens 4 Stunden, jedoch nicht mehr als 16 Stunden lang bei 105 ± 3 °C in einem belüfteten Ofen bei geschlossener Ofentür durchzuführen. Beträgt die Trocknungsdauer weniger als 14 Stunden, muss überprüft werden, ob eine konstante Masse erreicht wurde. Diese kann als erreicht gelten, wenn der Massenunterschied nach einer neuen Trocknung von 60 Minuten weniger als 0,05 % beträgt
      Die Filtertiegel und Wägegläser sowie die Proben oder die Rückstände sollen während des Trocknungs-, Abkühlungs- und Wägevorgangs nicht mit bloßen Händen berührt werden.
      Die Analyseproben werden in einem Wägeglas mit abgenommenem Stopfen getrocknet. Nach der Trocknung wird das Wägeglas vor Herausnahme aus dem Ofen geschlossen und so schnell wie möglich in den Exsikkator gebracht.
      Der Filtertiegel wird in einem Wägeglas zusammen mit dessen abgenommenen Stopfen im Ofen getrocknet. Nach der Trocknung wird das Wägeglas verschlossen und so schnell wie möglich in den Exsikkator gestellt.
      Wird ein anderes Gerät als der Filtertiegel verwendet, so wird im Trockenofen getrocknet, um die Trockenmasse der Fasern ohne Verlust zu bestimmen.
      I.7.1.2.   Kühlung
      Alle Kühlvorgänge werden in dem neben der Waage aufgestellten Exsikkator ausreichend lange durchgeführt, um ein völliges Abkühlen der Wägegläser zu erreichen, wobei die Abkühldauer mindestens 2 Stunden beträgt.
      I.7.1.3.   Wägung
      Nach dem Abkühlen wird das Wägeglas innerhalb von zwei Minuten nach Herausnahme aus dem Exsikkator gewogen; Wägegenauigkeit 0,0002 g.
      I.7.2.   Verfahren
      Aus der vorbehandelten Vorprobe wird eine Analyseprobe von mindestens 1 g Masse entnommen. Das Garn oder die Gewebe werden in Längen von etwa 10 mm ausgeschnitten und soweit wie möglich zerlegt (zerschnitten). Die Analyseprobe wird in einem Wägeglas getrocknet, im Exsikkator gekühlt und gewogen. Die Probe wird in ein Glasgefäß gegeben, das im entsprechenden Teil der Unionsmethode beschrieben ist, anschließend wird das Wägeglas sofort wieder gewogen und die Trockenmasse der Probe durch Differenzbildung ermittelt. Die Analyse wird gemäß den Angaben in dem entsprechenden Teil des Verfahrens zu Ende geführt. Der Rückstand wird mikroskopisch geprüft, um festzustellen, ob durch die Behandlung die lösliche Faser völlig ausgesondert worden ist.
      I.8.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Masse jedes Bestandteils wird als Prozentsatz der Gesamtmasse der im Gemisch enthaltenen Fasern ausgedrückt. Die Ergebnisberechnung erfolgt auf der Basis der Trockenmasse der reinen Fasern unter Anwendung a) der vereinbarten Zuschläge sowie b) von Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der Verluste nichtfaseriger Bestandteile während Vorbehandlung und Analyse.
      I.8.1.   Berechnung des prozentualen Massenanteils der reinen trockenen Fasern ohne Berücksichtigung des Massenverlusts der Fasern durch die Vorbehandlung
      I.8.1.1.   VARIANTE 1
      Formeln, die dann anzuwenden sind, wenn eine Komponente des Gemischs aus einer Probe und eine andere Komponente aus einer zweiten Probe herausgelöst werden:
      
         
      
         
      
         P
         3% = 100 – (P
         1% + P
         2%)
      
                  P1%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen ersten Faserbestandteils (in der ersten Probe mit dem ersten Reagenz aufgelöste Komponente);
               
            
                  P2%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen zweiten Faserbestandteils (in der zweiten Probe mit dem zweiten Reagenz aufgelöste Komponente);
               
            
                  P3%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen dritten Faserbestandteils (in den beiden Proben nicht aufgelöste Komponente);
               
            
                  m1
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse der ersten Probe nach der Vorbehandlung;
               
            
                  m2
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse der zweiten Probe nach der Vorbehandlung;
               
            
                  r1
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse des Rückstands nach Beseitigung der ersten Komponente aus der ersten Probe mit dem ersten Reagenz;
               
            
                  r2
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse des Rückstands nach Beseitigung der zweiten Komponente aus der zweiten Probe mit dem zweiten Reagenz;
               
            
                  d1
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das erste Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der ersten Probe nicht aufgelösten zweiten Komponente (15);
               
            
                  d2
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das erste Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der ersten Probe nicht aufgelösten dritten Komponente;
               
            
                  d3
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das zweite Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der zweiten Probe nicht aufgelösten ersten Komponente;
               
            
                  d4
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das zweite Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der zweiten Probe nicht aufgelösten dritten Komponente.
               
            I.8.1.2.   VARIANTE 2
      Formeln, die anzuwenden sind, wenn aus der ersten Analyseprobe eine Komponente (a) mit den beiden anderen Komponenten (b + c) als Rückstand und anschließend zwei Komponenten (a + b) mit der dritten Komponente (c) als Rückstand herausgelöst werden.
      
         P
         1% = 100 – (P
         2% + P
         3%)
      
         
      
         
      
                  P1%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen ersten Faserbestandteils (in der ersten Probe mit dem ersten Reagenz aufgelöste Komponente);
               
            
                  P2%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen zweiten Faserbestandteils (mit dem zweiten Reagenz zusammen mit der ersten Komponente der zweiten Probe lösliche Komponente);
               
            
                  P3%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen dritten Faserbestandteils (in den beiden Proben nicht aufgelöste Komponente);
               
            
                  m1
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse der ersten Probe nach der Vorbehandlung;
               
            
                  m2
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse der zweiten Probe nach der Vorbehandlung;
               
            
                  r1
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse des Rückstands nach Beseitigung der ersten Komponente aus der ersten Probe mit dem ersten Reagenz;
               
            
                  r2
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse des Rückstands nach Beseitigung der ersten und zweiten Komponente aus der zweiten Probe mit dem zweiten Reagenz;
               
            
                  d1
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das erste Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der ersten Probe nicht aufgelösten zweiten Komponente;
               
            
                  d2
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das erste Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der ersten Probe nicht aufgelösten dritten Komponente;
               
            
                  d4
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das zweite Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der zweiten Probe nicht aufgelösten dritten Komponente.
               
            I.8.1.3.   VARIANTE 3
      Formeln, die dann anzuwenden sind, wenn zwei Komponenten (a + b) einer Probe mit der dritten Komponente (c) als Rückstand und anschließend zwei Komponenten (b + c) mit der ersten Komponente (a) als Rückstand herausgelöst werden:
      
         
      
         P
         2% = 100 – (P
         1% + P
         3%)
      
         
      
                  P1%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen ersten Faserbestandteils (mit dem Reagenz aufgelöste Komponente);
               
            
                  P2%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen zweiten Faserbestandteils (mit dem Reagenz aufgelöste Komponente);
               
            
                  P3%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen dritten Faserbestandteils (in der zweiten Probe mit dem Reagenz aufgelöste Komponente);
               
            
                  m1
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse der ersten Probe nach der Vorbehandlung;
               
            
                  m2
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse der zweiten Probe nach der Vorbehandlung;
               
            
                  r1
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse des Rückstands nach Beseitigung der ersten und zweiten Komponente aus der ersten Probe mit dem ersten Reagenz;
               
            
                  r2
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse des Rückstands nach Beseitigung der zweiten und dritten Komponente aus der zweiten Probe mit dem zweiten Reagenz;
               
            
                  d2
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das erste Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der ersten Probe nicht aufgelösten dritten Komponente;
               
            
                  d3
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des durch das zweite Reagenz bewirkten Massenverlustes der in der zweiten Probe nicht aufgelösten ersten Komponente.
               
            I.8.1.4.   VARIANTE 4
      Formeln, die anzuwenden sind, wenn nacheinander zwei Komponenten des Fasergemischs aus der gleichen Probe herausgelöst werden:
      
         P
         1% = 100 – (P
         2% + P
         3%)
      
         
      
         
      
                  P1%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen ersten Faserbestandteils (erste lösliche Komponente);
               
            
                  P2%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen zweiten Faserbestandteils (zweite lösliche Komponente);
               
            
                  P3%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen dritten Faserbestandteils (unlösliche Komponente);
               
            
                  m
               
               
                  ist die Trockenmasse der Probe nach der Vorbehandlung;
               
            
                  r1
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse des Rückstands nach Beseitigung der ersten Komponente mit dem ersten Reagenz;
               
            
                  r2
                  
               
               
                  ist die Trockenmasse des Rückstands nach Beseitigung der ersten und zweiten Komponente mit dem ersten und zweiten Reagenz;
               
            
                  d1
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Massenverlustes der zweiten Komponente im ersten Reagenz;
               
            
                  d2
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Massenverlustes der dritten Komponente im ersten Reagenz;
               
            
                  d3
                  
               
               
                  ist der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Massenverlustes der dritten Komponente im ersten und zweiten Reagenz (16).
               
            I.8.2.   Berechnung des Prozentsatzes jeder einzelnen Komponente nach Anwendung der vereinbarten Zuschläge und etwaiger Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung des Massenverlustes durch die Vorbehandlung:
      Ist
      
         
      dann ist
      
         
      
         
      
         
      
                  P1A%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen ersten Faserbestandteils, einschließlich Feuchtigkeit und einschließlich Massenverlust durch die Vorbehandlung;
               
            
                  P2A%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen zweiten Faserbestandteils, einschließlich Feuchtigkeit und einschließlich Massenverlust durch die Vorbehandlung;
               
            
                  P3A%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen dritten Faserbestandteils, einschließlich Feuchtigkeit und einschließlich Massenverlust durch die Vorbehandlung;
               
            
                  P1
                  
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen ersten Faserbestandteils, wie er sich aus einer der Formeln unter I.8.1 ergibt;
               
            
                  P2
                  
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen zweiten Faserbestandteils, wie er sich aus einer der Formeln unter I.8.1 ergibt;
               
            
                  P3
                  
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen dritten Faserbestandteils, wie er sich aus einer der Formeln unter I.8.1 ergibt;
               
            
                  a1
                  
               
               
                  ist der vereinbarte Zuschlag für die erste Komponente;
               
            
                  a2
                  
               
               
                  ist der vereinbarte Zuschlag für die zweite Komponente;
               
            
                  a3
                  
               
               
                  ist der vereinbarte Zuschlag für die dritte Komponente;
               
            
                  b1
                  
               
               
                  ist der prozentuale Massenverlust der ersten Komponente durch die Vorbehandlung;
               
            
                  b2
                  
               
               
                  ist der prozentuale Massenverlust der zweiten Komponente durch die Vorbehandlung;
               
            
                  b3
                  
               
               
                  ist der prozentuale Massenverlust der dritten Komponente durch die Vorbehandlung.
               
            Bei Anwendung einer Spezialvorbehandlung müssen die Größen b1, b2 und b3 nach Möglichkeit dadurch bestimmt werden, dass alle reinen Faserbestandteile der bei der Analyse angewandten Vorbehandlung unterworfen werden. Als reine Fasern gelten die Fasern, die frei von allen nichtfaserhaltigen Stoffen sind, mit Ausnahme derjenigen Stoffe, die sie normalerweise (auf Grund ihrer Beschaffenheit oder des Herstellungsprozesses) in dem Zustand (roh, gebleicht) enthalten, in dem sie sich in der zu analysierenden Ware vorfinden.
      Sind keine getrennten und reinen Faserbestandteile vorhanden, die zur Herstellung der zu analysierenden Ware gedient haben, so sind für b1, b2 und b3 Durchschnittswerte anzunehmen, die sich aus Prüfungen von ähnlichen wie in der untersuchten Mischung enthaltenen reinen Fasern ergeben.
      Wird die normale Vorbehandlung durch Extraktion mit Petrolether und mit Wasser durchgeführt, so kann man im allgemeinen auf die Korrekturfaktoren b1, b2 und b3 verzichten, außer im Fall von ungebleichter Baumwolle, ungebleichtem Flachs bzw. ungebleichtem Leinen und ungebleichtem Hanf, bei denen vereinbarungsgemäß ein durch die Vorbehandlung bedingter Verlust von 4 %, bei Polypropylen von 1 %, zugestanden wird.
      Im Fall anderer Fasern bleibt der Verlust vereinbarungsgemäß für die Berechnung unberücksichtigt.
      I.8.3.   Anmerkung
      Berechnungsbeispiele finden sich in Abschnitt IV.
      II.   Verfahren der quantitativen Analyse von ternären Textilfasergemischen durch manuelle Trennung
      
      II.1.   ANWENDUNGSBEREICH
      Die Methode lässt sich auf Fasergemische beliebiger Beschaffenheit anwenden, vorausgesetzt, dass sie kein untrennbares Gemisch darstellen und dass sie sich manuell trennen lassen.
      II.2.   PRINZIP
      Nach Identifizierung der einzelnen Bestandteile der Fasergemische werden zunächst die nichtfaserhaltigen Bestandteile durch eine geeignete Vorbehandlung ausgesondert, anschließend die Fasern von Hand getrennt, getrocknet und zwecks Berechnung des Anteils der einzelnen Faserarten am Gemisch gewogen.
      II.3.   GERÄTE
      II.3.1.   Wägeglas bzw. andere Geräte, die gleichartige Ergebnisse liefern
      II.3.2.   Exsikkator mit gefärbtem Kieselgel als Feuchtigkeitsindikator
      II.3.3.   Trockenofen mit Ventilator zur Trocknung der Analyseproben bei 105 ± 3 °C
      II.3.4.   Analysewaage, Empfindlichkeit 0,0002 g
      II.3.5.   Soxhlet-Extraktionsapparat oder gleichwertige Apparatur
      II.3.6.   Nadel
      II.3.7.   Garndrehungszähler oder gleichwertige Apparatur
      II.4.   REAGENZIEN
      II.4.1.   Petrolether, nachdestilliert, Siedebereich 40 bis 60 °C
      II.4.2.   Destilliertes oder entionisiertes Wasser
      II.5.   KONDITIONIERUNGS- UND ANALYSEATMOSPHÄRE
      Siehe Nummer I.4.
      II.6.   VORPROBE
      Siehe Nummer I.5.
      II.7.   VORBEHANDLUNG DER VORPROBE
      Siehe Nummer I.6.
      II.8.   VERFAHREN
      II.8.1.   Analyse von Garnen
      Eine Analyseprobe mit einer Masse von mindestens 1 g wird aus einer vorbehandelten Vorprobe entnommen. Bei sehr feinen Garnen kann die Analyse ungeachtet der Masse auf einer Mindestlänge von 30 m durchgeführt werden.
      Die Garne sind in Stücke von geeigneter Länge zu schneiden; aus diesen sind mit Hilfe einer Präpariernadel und, falls erforderlich, mit Hilfe des Garndrehungszählers die einzelnen Elemente herauszutrennen. Die auf diese Weise herausgetrennten Elemente werden dann in ein tariertes Wägeglas gegeben und bei 105 ± 3 °C getrocknet, bis eine konstante Masse gemäß Nummer I.7.1 und I.7.2 erreicht ist.
      II.8.2.   Analyse eines Gewebes
      Eine Analyseprobe von mindestens 1 g wird aus einer vorbehandelten Probe entnommen; die Analyseprobe wird so ausgeschnitten, dass sie außerhalb der Webkante liegt, exakt geschnittene Ränder ohne Kräuselung aufweist und parallel zu Schuss und Kette bzw. bei Gewirken gleichlaufend längs und quer zu den Maschenreihen geschnitten ist. Die einzelnen Elemente werden getrennt und in tarierten Wägegläsern gesammelt; dann wird wie unter Nummer II.8.1 vorgegangen.
      II.9.   BERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG
      Die Masse jedes Bestandteils wird als Prozentsatz der Gesamtmasse der im Gemisch enthaltenen Fasern ausgedrückt. Die Berechnung erfolgt auf der Basis des Trockengewichts der reinen Fasern unter Anwendung a) der vereinbarten Zuschläge und b) der erforderlichen Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der während der Vorbehandlung aufgetretenen Massenverluste.
      II.9.1.   Berechnung des Prozentsatzes der reinen Trockenmasse ohne Berücksichtigung des Massenverlustes der Fasern durch die Vorbehandlung:
      
         
      
         
      
         P
         3% = 100 – (P
         1% + P
         2%)
      
                  P1%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen ersten Faserbestandteils;
               
            
                  P2%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen zweiten Faserbestandteils;
               
            
                  P3%
               
               
                  ist der Prozentsatz des trockenen und reinen dritten Faserbestandteils;
               
            
                  m1
                  
               
               
                  ist die reine Trockenmasse des ersten Faserbestandteils;
               
            
                  m2
                  
               
               
                  ist die reine Trockenmasse des zweiten Faserbestandteils;
               
            
                  m3
                  
               
               
                  ist die reine Trockenmasse des dritten Faserbestandteils.
               
            II.9.2.   Berechnung des Prozentsatzes jeder einzelnen Komponente nach Anwendung der vereinbarten Zuschläge und etwaiger Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung des Gewichtsverlustes durch die Vorbehandlung: siehe Nummer I.8.2.
      III.   Verfahren der quantitativen Analyse von ternären Fasergemischen mit kombinierter manueller und chemischer Trennung
      
      Die Trennung muss, soweit möglich, manuell vorgenommen werden. Hierbei ist der Prozentsatz der getrennten Teile zu berücksichtigen, bevor von den einzelnen Teilen eine Analyse auf chemischem Wege vorgenommen wird.
      III.1.   GENAUIGKEIT DER VERFAHREN
      Die für jedes Verfahren der Analyse binärer Fasergemische angegebene Genauigkeit bezieht sich auf die Reproduzierbarkeit (siehe Kapitel 2 betreffend Methoden der quantitativen Analyse bestimmter binärer Textilfasergemische).
      Die Reproduzierbarkeit ist der Zuverlässigkeitsgrad, d. h. der Grad der Übereinstimmung zwischen den Versuchsergebnissen, wenn bei diesen Versuchen in verschiedenen Laboratorien oder zu verschiedenen Zeitpunkten nach demselben Verfahren und an Proben aus demselben homogenen Prüfgut jeweils unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden.
      Die Reproduzierbarkeit wird durch das Konfidenzintervall der Versuchsergebnisse bei einem Konfidenzniveau von 95 % ausgedrückt.
      Dies besagt, dass die Abweichung zwischen zwei Ergebnissen einer in verschiedenen Laboratorien durchgeführten Analysenreihe bei richtiger und normaler Anwendung des Verfahrens auf eine gleichartige homogene Mischung nur in fünf von hundert Fällen das Konfidenzintervall überschreiten darf.
      Um die Genauigkeit der Ergebnisse der Analyse eines ternären Fasergemischs zu bestimmen, sind in der Regel in der üblichen Weise diejenigen Werte zugrunde zulegen, die bei den Methoden für binäre Fasergemische angegeben sind, welche für die Analyse des ternären Fasergemischs benutzt wurden.
      Da für die vier Varianten der quantitativen chemischen Analyse von ternären Fasergemischen jeweils die Auflösung von zwei Komponenten vorgesehen ist (aus zwei verschiedenen Proben bei den ersten drei Varianten und aus derselben Probe bei der vierten Variante), berechnet sich, wenn man die Genauigkeit der beiden benutzten Methoden für binäre Fasergemische mit E1 und E2 bezeichnet, die Genauigkeit der Ergebnisse für jede Komponente nach folgender Tabelle:
      
                  Komponente des Gemischs
               
               
                  Varianten
               
            
                  1
               
               
                  2 und 3
               
               
                  4
               
            
                  a
               
               
                  E1
                  
               
               
                  E1
                  
               
               
                  E1
                  
               
            
                  b
               
               
                  E2
                  
               
               
                  E1 + E2
                  
               
               
                  E1 + E2
                  
               
            
                  c
               
               
                  E1 + E2
                  
               
               
                  E2
                  
               
               
                  E1 + E2
                  
               
            Bei Anwendung der vierten Variante kann sich auf Grund einer eventuellen, schwer bestimmbaren Wirkung des ersten Reagenz auf den aus den Komponenten b und c bestehenden Probenrückstand eine geringere Genauigkeit ergeben, als nach dem obigen Verfahren berechnet.
      III.2.   ANALYSENBERICHT
      III.2.1.   Angabe der zur Analyse verwendeten Varianten sowie der verwendeten Verfahren, Reagenzien und Korrekturfaktoren.
      III.2.2.   Detaillierte Angaben über etwaige Spezialvorbehandlungen (siehe Nummer I.6).
      III.2.3.   Angabe der Einzelergebnisse sowie des arithmetischen Mittels auf eine Dezimalstelle genau.
      III.2.4.   Nach Möglichkeit sollte die Genauigkeit der Methode für jede Komponente angegeben werden, berechnet nach der Tabelle in Abschnitt III.1.
      IV.   Beispiele für die Berechnung der prozentualen Anteile der Komponenten bestimmter ternärer Fasergemische unter Benutzung unter Nummer I.8.1 beschriebener Varianten
      
      Gegeben sei der Fall eines Fasergemischs, bei dem die qualitative Analyse der Zusammensetzung des Rohmaterials folgende Bestandteile ergeben hat: 1. Wolle (Streichgarn); 2. Nylon (Polyamid); 3. ungebleichte Baumwolle.
      VARIANTE 1
      Arbeitet man mit dieser Variante, d. h. mit zwei verschiedenen Analyseproben, wobei ein Bestandteil (a = Wolle) aus der ersten Probe und ein zweiter Bestandteil (b = Polyamid) aus der zweiten Probe herausgelöst wird, so erhält man folgende Ergebnisse:
      
                  1.
               
               
                  Trockenmasse der ersten Probe nach der Vorbehandlung (m1) = 1,6000 g.
               
            
                  2.
               
               
                  Trockenmasse des Rückstands nach Behandlung mit alkalischem Natriumhypochlorit (Polyamid + Baumwolle) (r1) = 1,4166 g.
               
            
                  3.
               
               
                  Trockenmasse der zweiten Probe nach der Vorbehandlung (m2) = 1,8000 g.
               
            
                  4.
               
               
                  Trockenmasse des Rückstands nach Behandlung mit Ameisensäure (Wolle + Baumwolle) (r2) = 0,9000 g.
               
            Die Behandlung mit alkalischem Natriumhypochlorit verursacht keinerlei Massenverlust bei Polyamid, während ungebleichte Baumwolle 3 % verliert, so dass d1 = 1,00 und d2 = 1,03 ist.
      Die Behandlung mit Ameisensäure verursacht keinerlei Massenverlust bei Wolle und ungebleichter Baumwolle, so dass d3 und d4 = 1,00 ist.
      Setzt man in der Formel unter Nummer I.8.1.1 die durch chemische Analyse erzielten Werte und die Korrekturfaktoren ein, so erhält man
      P1% (Wolle) = [1,03/1,00 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 – 1,03/1,00)] ×100 = 10,30
      P2% (Polyamid) = [1,00/1,00 – 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 – 1,00/1,00)] ×100 = 50,00
      P3% (Baumwolle) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70
      Die prozentualen Anteile der verschiedenen getrockneten und gereinigten Fasern des Gemischs sind folgende:
      
                  Wolle
               
               
                  10,30 %
               
            
                  Polyamid
               
               
                  50,00 %
               
            
                  Baumwolle
               
               
                  39,70 %
               
            Diese Prozentsätze müssen nach den Formeln unter Nummer I.8.2 korrigiert werden, um auch die vereinbarten Zuschläge sowie die Korrekturfaktoren für die nach der Vorbehandlung etwa eingetretenen Massenverluste zu berücksichtigen.
      Nach Anhang IX sind die vereinbarten Zuschläge folgende: Wolle (Streichgarn) 17,00 %, Polyamid 6,25 %, Baumwolle 8,50 %. Außerdem erfährt ungebleichte Baumwolle einen Massenverlust von 4 % nach Vorbehandlung durch Petrolether und Wasser.
      Man erhält infolgedessen
      P1A% (Wolle) = 10,30 × [1+(17,00+0,0)/100] / [10,30 × (1 + (17,00+0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25+0,0)/100) + 39,70 × (1+(8,50+4,0)/100)] × 100 = 10,97
      P2A% (Polyamid) = 50,0 × [(1+ (6,25+0,0)/100)/109,8385] × 100 = 48,37
      P3A% (Baumwolle) = 100 – (10,97 + 48,37) = 40,66
      Die Rohstoffzusammensetzung des Garns ist infolgedessen
      
                  Polyamid
               
               
                  48,4 %
               
            
                  Baumwolle
               
               
                  40,6 %
               
            
                  Wolle
               
               
                  11,0 %
               
            
                   
               
               
                  100,0 %
               
            VARIANTE 4
      Gegeben sei der Fall eines Fasergemischs, dessen qualitative Analyse folgende Bestandteile ergeben hat: Wolle (Streichgarn), Viskose, ungebleichte Baumwolle.
      Angenommen, dass unter Benutzung der Variante 4, d. h. durch aufeinanderfolgendes Auflösen zweier Bestandteile des Gemischs derselben Analyseprobe, folgende Ergebnisse erhalten wurden:
      
                  1.
               
               
                  Trockenmasse der Probe nach der Vorbehandlung (m) = 1,6000 g.
               
            
                  2.
               
               
                  Trockenmasse des Rückstands nach Behandlung mit alkalischem Natriumhypochlorit (Viskose + Baumwolle) (r1) = 1,4166 g.
               
            
                  3.
               
               
                  Trockenmasse des Rückstands nach der zweiten Behandlung des Rückstands r1 mit Ameisensäure/Zinkchlorid (Baumwolle) (r2) = 0,6630 g.
               
            Die Behandlung mit alkalischem Natriumhypochlorit verursacht keinerlei Massenverlust bei Viskose, während die ungebleichte Baumwolle 3 % verliert, so dass d1 = 1,00 und d2 = 1,03 ist.
      Durch die Behandlung mit Ameisensäure/Zinkchlorid erhöht sich die Masse der Baumwolle um 4 %, so dass d3 = 1,03×0,96 = 0,9888 ≈ 0,99 ist (es wird daran erinnert, dass d3 der Korrekturfaktor ist, der den Verlust bzw. die Zunahme der Masse des dritten Bestandteils im ersten bzw. zweiten Reagenz berücksichtigt).
      Setzt man in der Formel unter Nummer I.8.1.4. die durch chemische Analyse erzielten Werte und die Korrekturfaktoren ein, so erhält man
      P2% (Viskose) = 1,00 × (1,4166/1,6000) × 100 – (1,00/1,03) × 41,02=48,71 %
      P3% (Baumwolle) = 0,99 × (0,6630/1,6000) × 100= 41,02 %
      P1% (Wolle) = 100 - (48,71 + 41,02) = 10,27 %
      Wie bereits für Variante 1 angegeben, sind diese Prozentsätze nach den unter Nummer I.8.2 angegebenen Formeln zu korrigieren.
      P1A% (Wolle) = 10,27 × [1 + (17,0+0,0)/100)]/[10,27 × (1+ (17,00+0,0)/100) +48,71 × (1+(13+0,0) / 100) + 41,02 × (1 + (8,5+4,0)/100)] × 100 = 10,61 %
      P2A% (Viskose) = 48,71× [1 + (13+0,0)/100]/113,2057 × 100 = 48,62 %
      P3A% (Baumwolle) = 100 – (10,61 + 48,62) = 40,77 %
      Die Rohstoffzusammensetzung des Gemischs ist infolgedessen
      
                  Viskose
               
               
                  48,6 %
               
            
                  Baumwolle
               
               
                  40,8 %
               
            
                  Wolle
               
               
                  10,6 %
               
            
                   
               
               
                  —
               
            
                   
               
               
                  100,0 %
               
            V.   Tabelle mit typischen ternären Fasergemischen, die mit Hilfe der Analysemethoden der Union für binäre Fasergemische analysiert werden können (als Beispiel)
      
      
                  Gemisch Nr.
               
               
                  Faserbestandteile
               
               
                  Varianten
               
               
                  Nr. der verwendeten Methode für binäre Fasergemische mit Angabe der Reagenzien
               
            
                  Erster Bestandteil
               
               
                  Zweiter Bestandteil
               
               
                  Dritter Bestandteil
               
            
                  1.
               
               
                  Wolle oder Tierhaare
               
               
                  Viskose, Cupro oder bestimmte Modalarten
               
               
                  Baumwolle
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  2 (Hypochlorit) und 3 (Zinkchlorid/Ameisensäure)
               
            
                  2.
               
               
                  Wolle oder Tierhaare
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  2 (Hypochlorit) und 4 (80 %ige Ameisensäure m/m)
               
            
                  3.
               
               
                  Wolle, Tierhaare oder Seide
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Viskose, Cupro, Modal oder Baumwolle
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  2 (Hypochlorit) und 9 (Schwefelkohlenstoff/Aceton 55,5/44,5% v/v)
               
            
                  4.
               
               
                  Wolle oder Tierhaare
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Polyester, Polypropylen/Polyacrylfasern oder Glasfasern
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  2 (Hypochlorit) und 4 (80 %ige Ameisensäure m/m)
               
            
                  5.
               
               
                  Wolle, Tierhaare oder Seide
               
               
                  Bestimmte andere Fasern
               
               
                  Polyester, Polyacrylfasern, Polyamid oder Nylon oder Glasfasern
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  2 (Hypochlorit) und 9 (Schwefelkohlenstoff/Aceton 55,5/44,5 % v/v)
               
            
                  6.
               
               
                  Seide
               
               
                  Wolle oder Tierhaare
               
               
                  Polyester
               
               
                  2
               
               
                  11 (75 %-ige Schwefelsäure m/m) und 2 (Hypochlorit)
               
            
                  7.
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Polyacrylfasern oder bestimmte andere Fasern
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  4 (80 %-ige Ameisensäure m/m) und 8 (Dimethylformamid)
               
            
                  8.
               
               
                  Bestimmte Polychloridfasern
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  8 (Dimethylformamid) und 4 (80 %-ige Ameisensäure m/m) oder 9 (Schwefelkohlenstoff/Aceton 55,5/44,5 % v/v) und 4 (80 %-ige Ameisensäure m/m)
               
            
                  9.
               
               
                  Seide
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Polyester
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  8 (Dimethylformamid) und 4 (80 %-ige Ameisensäure m/m)
               
            
                  10.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Polyamid oder Nylon oder bestimmte andere Fasern
               
               
                  Viskose, Baumwolle, Cupro oder Modal
               
               
                  4
               
               
                  1 (Aceton) und 4 (80 %-ige Ameisensäure m/m)
               
            
                  11.
               
               
                  Bestimmte Polychloridfasern
               
               
                  Polyacrylfasern oder bestimmte andere Fasern
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  2 und/oder 4
               
               
                  9 (Schwefelkohlenstoff/Aceton 55,5/44,5 % v/v) und 8 (Dimethylformamid)
               
            
                  12.
               
               
                  Bestimmte Polychloridfasern
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Seide
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  9 (Schwefelkohlenstoff/Aceton 55,5/44,5 % v/v und 4 (80 %-ige Ameisensäure m/m)
               
            
                  13.
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Viskose, Cupro, Modal oder Baumwolle
               
               
                  Polyester
               
               
                  4
               
               
                  4 (80 %-ige Ameisensäure m/m) und 7 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  14.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Viskose, Cupro, Modal oder Baumwolle
               
               
                  Polyester
               
               
                  4
               
               
                  1 (Aceton) und 7 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  15.
               
               
                  Seide
               
               
                  Viskose, Cupro, Modal oder Baumwolle
               
               
                  Polyester
               
               
                  4
               
               
                  8. (Dimethylformamid) und 7 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  16.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Wolle, Tierhaare oder Seide
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro, Modal, Polyamid oder Nylon, Polyester, Polyacrylfasern
               
               
                  4
               
               
                  1 (Aceton) und 2 (Hypochlorit)
               
            
                  17.
               
               
                  Triacetat
               
               
                  Wolle, Tierhaare oder Seide
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro, Modal, Polyamid oder Nylon, Polyester, Polyacrylfasern
               
               
                  4
               
               
                  6 (Dichlormethan) und 2 (Hypochlorit)
               
            
                  18.
               
               
                  Seide
               
               
                  Wolle, Tierhaare oder Seide
               
               
                  Polyester
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  8 (Dimethylformamid) und 2 (Hypochlorit) Polyacrylfasern
               
            
                  19.
               
               
                  Seide
               
               
                  Seide
               
               
                  Wolle oder Tierhaare
               
               
                  4
               
               
                  8 (Dimethylformamid) und 11 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  20.
               
               
                  Seide
               
               
                  Wolle, Tierhaare oder Seide
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  8 (Dimethylformamid) und 2 (Hypochlorit)
               
            
                  21.
               
               
                  Wolle, Tierhaare oder Seide
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Modal, Cupro
               
               
                  Polyester
               
               
                  4
               
               
                  2 (Hypochlorit) und 7 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  22.
               
               
                  Viskose, Cupro oder bestimmte Modalarten
               
               
                  Baumwolle
               
               
                  Polyester
               
               
                  2 und/oder 4
               
               
                  3 (Zinkchlorid/Ameisensäure) und 7 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  23.
               
               
                  Seide
               
               
                  Viskose, Cupro oder bestimmte Modalarten
               
               
                  Baumwolle
               
               
                  4
               
               
                  8 (Dimethylformamid) und 3 (Zinkchlorid/Ameisensäure)
               
            
                  24.
               
               
                  Bestimmte Polychloridfasern
               
               
                  Viskose, Cupro oder bestimmte Modalarten
               
               
                  Baumwolle
               
               
                  1 und/oder 4
               
               
                  9 (Schwefelkohlenstoff/Aceton 55,5/44,5 % v/v) und 3 (Zinkchlorid/Ameisensäure) oder 8 (Dimethylformamid) und 3 (Zinkchlorid/Ameisensäure)
               
            
                  25.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Viskose, Cupro oder bestimmte Modalarten
               
               
                  Baumwolle
               
               
                  4
               
               
                  1 (Aceton) und 3 (Zinkchlorid/Ameisensäure)
               
            
                  26.
               
               
                  Triacetat
               
               
                  Viskose, Cupro oder bestimmte Modalarten
               
               
                  Baumwolle
               
               
                  4
               
               
                  6 (Dichlormethan) und 3 (Zinkchlorid/Ameisensäure)
               
            
                  27.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Seide
               
               
                  Wolle oder Tierhaare
               
               
                  4
               
               
                  1 (Aceton) und 11 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  28.
               
               
                  Triacetat
               
               
                  Seide
               
               
                  Wolle oder Tierhaare
               
               
                  4
               
               
                  6 (Dichlormethan) und 11 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  29.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Seide
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  4
               
               
                  1 (Aceton) und 8 (Dimethylformamid)
               
            
                  30.
               
               
                  Triacetat
               
               
                  Seide
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  4
               
               
                  6 (Dichlormethan) und 8 (Dimethylformamid)
               
            
                  31.
               
               
                  Triacetat
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  4
               
               
                  6 (Dichlormethan) und 4 (80 %-ige Ameisensäure m/m)
               
            
                  32.
               
               
                  Triacetat
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  Polyester
               
               
                  4
               
               
                  6 (Dichlormethan) und 7 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  33.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Polyamid oder Nylon
               
               
                  Polyester oder Polyacrylfasern
               
               
                  4
               
               
                  1 (Aceton) und 4 (80 %-ige Ameisensäure m/m)
               
            
                  34.
               
               
                  Acetat
               
               
                  Seide
               
               
                  Polyester
               
               
                  4
               
               
                  1 (Aceton) und 8 (Dimethylformamid)
               
            
                  35.
               
               
                  Bestimmte Polychlorid-fasern
               
               
                  Baumwolle, Viskose, Cupro oder Modal
               
               
                  Polyester
               
               
                  4
               
               
                  8 (Dimethylformamid) und 7 (75 %ige Schwefelsäure m/m) oder 9 (Schwefelkohlenstoff/Aceton, 55,5/44,5 % v/v) und 7 (75 %-ige Schwefelsäure m/m)
               
            
                  36.
               
               
                  Baumwolle
               
               
                  Polyester
               
               
                  Elastolefin
               
               
                  2 und/oder 4
               
               
                  7 (75 %-ige Schwefelsäure m/m) und 14 (konzentrierte Schwefelsäure)
               
            
                  37.
               
               
                  Bestimmte Modacryl-fasern
               
               
                  Polyester
               
               
                  Melamin
               
               
                  2 und/oder 4
               
               
                  8 (Dimethylformamid) und 14 (konzentrierte Schwefelsäure)
               
            
         (1)  Gegebenenfalls ist die Analyseprobe direkt vorzubehandeln.
      
         (2)  Für Enderzeugnisse und Konfektionsartikel siehe Nummer 7.
      
         (3)  Siehe Nummer 1.
      
         (4)  Statt mit einer Laboratoriumskrempel kann auch mit einem Fasermischer gearbeitet oder das Verfahren der „ausgekämmten Büschel“ (Hecheln des Doublierens, Teilens und anteiliges Verwerfen) angewendet werden.
      
         (5)  Bei Verwendung in einer geeigneten Haspel können mehrere Hülsen gleichzeitig aufgewunden werden.
      
         (6)  Methode Nr. 12 bildet eine Ausnahme. Sie geht von der Bestimmung eines wesentlichen Faktors eines der beiden Bestandteile aus.
      
         (7)  Siehe Kapitel 1.1.
      
         (8)  Um die Einwirkungsdauer der Ammoniaklösung auf den Faserrückstand während 10 Minuten sicherzustellen, kann man z. B. den Filtertiegel mit einem Vorstoß mit Hahn versehen, der den Abfluss der Ammoniaklösung zu regeln gestattet.
      
         (9)  Die Löslichkeit dieser Modacryl- oder Polychloridfasern im Reagenz ist vor der Analyse zu prüfen.
      
         (10)  Die Löslichkeit der Polyvinylchloridfasern im Reagenz ist vor der Analyse zu prüfen.
      
         (11)  Wildseiden, wie zum Beispiel Tussahseide, werden mit 75 %iger Schwefelsäure nicht vollständig herausgelöst.
      
         (12)  Diese Reagenzien müssen stickstofffrei sein.
      
         (13)  Diesbezüglich sei auf die in „Melliand Textilberichte“ 56 (1975), S. 643-645, beschriebene Apparatur hingewiesen.
      
         (14)  Siehe Kapitel 1 Nummer 1.
      
         (15)  Die Werte für d sind in Kapitel 2 dieses Anhangs betreffend die verschiedenen Methoden der Analyse binärer Gemische angegeben.
      
         (16)  d3 sollte möglichst vorab durch Versuchsverfahren festgelegt werden.
   
   
      ANHANG IX
      
         Vereinbarte Zuschläge, die zur Berechnung des Gewichts der in einem Textilerzeugnis enthaltenen Fasern verwendet werden müssen
      
      (gemäß Artikel 19 Absatz 3)
      
                  Faser Nr.
               
               
                  Fasern
               
               
                  Prozent
               
            
                  1-2
               
               
                  Wolle und Tierhaare:
               
               
                   
               
            
                  gekämmte Fasern
               
               
                  18,25
               
            
                  gekrempelte Fasern
               
               
                  17,00 (1)
                  
               
            
                  3
               
               
                  Tierhaare:
               
               
                   
               
            
                  gekämmte Fasern
               
               
                  18,25
               
            
                  gekrempelte Fasern
               
               
                  17,00 (1)
                  
               
            
                  Schweif- und Mähnenhaare:
               
               
                   
               
            
                  gekämmte Fasern
               
               
                  16,00
               
            
                  gekrempelte Fasern
               
               
                  15,00
               
            
                  4
               
               
                  Seide
               
               
                  11,00
               
            
                  5
               
               
                  Baumwolle:
               
               
                   
               
            
                  übliche Fasern
               
               
                  8,50
               
            
                  merzerisierte Fasern
               
               
                  10,50
               
            
                  6
               
               
                  Kapok
               
               
                  10,90
               
            
                  7
               
               
                  Flachs bzw. Leinen
               
               
                  12,00
               
            
                  8
               
               
                  Hanf
               
               
                  12,00
               
            
                  9
               
               
                  Jute
               
               
                  17,00
               
            
                  10
               
               
                  Manila
               
               
                  14,00
               
            
                  11
               
               
                  Alfa
               
               
                  14,00
               
            
                  12
               
               
                  Kokos
               
               
                  13,00
               
            
                  13
               
               
                  Ginster
               
               
                  14,00
               
            
                  14
               
               
                  Ramie (entfettete Fasern)
               
               
                  8,50
               
            
                  15
               
               
                  Sisal
               
               
                  14,00
               
            
                  16
               
               
                  Sunn
               
               
                  12,00
               
            
                  17
               
               
                  Henequen
               
               
                  14,00
               
            
                  18
               
               
                  Maguey
               
               
                  14,00
               
            
                  19
               
               
                  Acetat
               
               
                  9,00
               
            
                  20
               
               
                  Alginat
               
               
                  20,00
               
            
                  21
               
               
                  Cupro
               
               
                  13,00
               
            
                  22
               
               
                  Modal
               
               
                  13,00
               
            
                  23
               
               
                  Protein
               
               
                  17,00
               
            
                  24
               
               
                  Triacetat
               
               
                  7,00
               
            
                  25
               
               
                  Viskose
               
               
                  13,00
               
            
                  26
               
               
                  Polyacryl
               
               
                  2,00
               
            
                  27
               
               
                  Polychlorid
               
               
                  2,00
               
            
                  28
               
               
                  Fluorfaser
               
               
                  0,00
               
            
                  29
               
               
                  Modacryl
               
               
                  2,00
               
            
                  30
               
               
                  Polyamid oder Nylon:
               
               
                   
               
            
                  Spinnfaser
               
               
                  6,25
               
            
                  Endlosfaser
               
               
                  5,75
               
            
                  31
               
               
                  Aramid
               
               
                  8,00
               
            
                  32
               
               
                  Polyimid
               
               
                  3,50
               
            
                  33
               
               
                  Lyocell
               
               
                  13,00
               
            
                  34
               
               
                  Polylactid
               
               
                  1,50
               
            
                  35
               
               
                  Polyester
               
               
                  1,50
               
            
                  36
               
               
                  Polyethylen
               
               
                  1,50
               
            
                  37
               
               
                  Polypropylen
               
               
                  2,00
               
            
                  38
               
               
                  Polyharnstoff
               
               
                  2,00
               
            
                  39
               
               
                  Polyurethan:
               
               
                   
               
            
                  Spinnfaser
               
               
                  3,50
               
            
                  Endlosfaser
               
               
                  3,00
               
            
                  40
               
               
                  Vinylal
               
               
                  5,00
               
            
                  41
               
               
                  Trivinyl
               
               
                  3,00
               
            
                  42
               
               
                  Elastodien
               
               
                  1,00
               
            
                  43
               
               
                  Elasthan
               
               
                  1,50
               
            
                  44
               
               
                  Glasfaser:
               
               
                   
               
            
                  mit einem Durchmesser von über 5 μm
               
               
                  2,00
               
            
                  mit einem Durchmesser von 5 μm oder weniger
               
               
                  3,00
               
            
                  45
               
               
                  Elastomultiester
               
               
                  1,50
               
            
                  46
               
               
                  Elastolefin
               
               
                  1,50
               
            
                  47
               
               
                  Melamin
               
               
                  7,00
               
            
                  48
               
               
                  Metallfaser
               
               
                  2,00
               
            
                  metallisierte Faser
               
               
                  2,00
               
            
                  Asbest
               
               
                  2,00
               
            
                  Papiergarn
               
               
                  13,75
               
            
         (1)  Der Zuschlag von 17,00 % wird auch angewendet, wenn es nicht möglich ist festzustellen, ob das Textilerzeugnis, das Wolle und/oder Tierhaare enthält, aus gekämmten oder gekrempelten Fasern besteht.
   
   
      ANHANG X
      
         Entsprechungstabellen
      
      
                  Richtlinie 2008/121/EG
               
               
                  Vorliegende Verordnung
               
            
                  Artikel 1 Absatz 1
               
               
                  Artikel 4
               
            
                  Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a-c
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d
               
               
                  Artikel 2 Absatz 3
               
            
                  Artikel 2 Absatz 1
               
               
                  Artikel 3 Absatz 1
               
            
                  Artikel 2 Absatz 2 Einleitung
               
               
                  Artikel 2 Absatz 2 Einleitung
               
            
                  Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a
               
               
                  Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a
               
            
                  Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b
               
               
                  Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben b und c
               
            
                  Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c
               
               
                  Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d
               
            
                  Artikel 3
               
               
                  Artikel 5
               
            
                  Artikel 4
               
               
                  Artikel 7
               
            
                  Artikel 5
               
               
                  Artikel 8
               
            
                  Artikel 6 Absätze 1 und 2
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 6 Absatz 3
               
               
                  Artikel 9 Absatz 3
               
            
                  Artikel 6 Absatz 4
               
               
                  Artikel 9 Absatz 4
               
            
                  Artikel 6 Absatz 5
               
               
                  Artikel 20
               
            
                  Artikel 7
               
               
                  Artikel 10
               
            
                  Artikel 8 Absatz 1 Satz 1
               
               
                  Artikel 14 Absatz 1
               
            
                  Artikel 8 Absatz 1 Satz 2
               
               
                  Artikel 14 Absatz 2
               
            
                  Artikel 8 Absatz 2
               
               
                  Artikel 14 Absatz 3
               
            
                  Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 1
               
               
                  Artikel 16 Absatz 1
               
            
                  Artikel 8 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3
               
               
                  Artikel 16 Absatz 2
               
            
                  Artikel 8 Absatz 4
               
               
                  Artikel 16 Absatz 3
               
            
                  Artikel 8 Absatz 5
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 9 Absatz 1
               
               
                  Artikel 11 Absätze 1 und 2
               
            
                  Artikel 9 Absatz 2
               
               
                  Artikel 11 Absatz 3
               
            
                  Artikel 9 Absatz 3
               
               
                  Artikel 13 und Anhang IV
               
            
                  Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a
               
               
                  Artikel 17 Absatz 2
               
            
                  Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b
               
               
                  Artikel 17 Absatz 3
               
            
                  Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c
               
               
                  Artikel 17 Absatz 4
               
            
                  Artikel 10 Absatz 2
               
               
                  Artikel 17 Absatz 5
               
            
                  Artikel 11
               
               
                  Artikel 15 Absatz 4
               
            
                  Artikel 12
               
               
                  Artikel 19 Absatz 2 und Anhang VII
               
            
                  Artikel 13 Absatz 1
               
               
                  Artikel 19 Absatz 1
               
            
                  Artikel 13 Absatz 2
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 14 Absatz 1
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 14 Absatz 2
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 15
               
               
                  Artikel 21
               
            
                  Artikel 16
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 17
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 18
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 19
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 20
               
               
                  —
               
            
                  Anhang I
               
               
                  Anhang I
               
            
                  Anhang II
               
               
                  Anhang III
               
            
                  Anhang III
               
               
                  Anhang V
               
            
                  Anhang III Nummer 36
               
               
                  Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe j
               
            
                  Anhang IV
               
               
                  Anhang VI
               
            
                  Anhang V
               
               
                  Anhang IX
               
            
                  Anhang VI
               
               
                  —
               
            
                  Anhang VII
               
               
                  —
               
            
         
      
                  Richtlinie 96/73/EG
               
               
                  Vorliegende Verordnung
               
            
                  Artikel 1
               
               
                  Artikel 1
               
            
                  Artikel 2
               
               
                  Anhang VIII Kapitel 1 Abschnitt I Nummer 2
               
            
                  Artikel 3
               
               
                  Artikel 19 Absatz 1
               
            
                  Artikel 4
               
               
                  Artikel 19 Absatz 4
               
            
                  Artikel 5
               
               
                  Artikel 21
               
            
                  Artikel 6
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 7
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 8
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 9
               
               
                  —
               
            
                  Anhang I
               
               
                  Anhang VIII Kapitel 1 Abschnitt I
               
            
                  Anhang II
               
               
                  Anhang VIII Kapitel 1 Abschnitt II und Kapitel 2
               
            
                  Anhang III
               
               
                  —
               
            
                  Anhang IV
               
               
                  —
               
            
         
      
                  Richtlinie 73/44/EWG
               
               
                  Vorliegende Verordnung
               
            
                  Artikel 1
               
               
                  Artikel 1
               
            
                  Artikel 2
               
               
                  Anhang VIII Kapitel 1 Abschnitt I
               
            
                  Artikel 3
               
               
                  Artikel 19 Absatz 1
               
            
                  Artikel 4
               
               
                  Artikel 19 Absatz 4
               
            
                  Artikel 5
               
               
                  Artikel 21
               
            
                  Artikel 6
               
               
                  —
               
            
                  Artikel 7
               
               
                  —
               
            
                  Anhang I
               
               
                  Anhang VIII Kapitel 3 Einleitung und Abschnitte I bis III
               
            
                  Anhang II
               
               
                  Anhang VIII Kapitel 3 Abschnitt IV
               
            
                  Anhang III
               
               
                  Anhang VIII Kapitel 3 Abschnitt V